CELEX: 32011R1007
Language: hu
Date: 2011-09-27 00:00:00
Title: Az Európai Parlament és a Tanács 1007/2011/EU rendelete ( 2011. szeptember 27. ) a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg

18.10.2011   
            
            
               HU
            
            
               Az Európai Unió Hivatalos Lapja
            
            
               L 272/1
            
         AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1007/2011/EU RENDELETE
   (2011. szeptember 27.)
   a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
   (EGT-vonatkozású szöveg)
   AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,
   tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),
   rendes jogalkotási eljárás keretében (2),
   mivel:
   
               (1)
            
            
               A háromkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1973. február 26-i 73/44/EGK tanácsi irányelv (3), a kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereiről szóló, 1996. december 16-i 96/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4), valamint a textiltermékek elnevezéséről szóló, 2009. január 14-i 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) többször módosult. Mivel további módosítások váltak szükségessé, az átláthatóság érdekében egyetlen jogi aktusnak kell e jogi aktusok helyébe lépnie.
            
         
               (2)
            
            
               A textilszálak elnevezéséről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről szóló uniós jogi aktusok tartalmukat tekintve meglehetősen technikai jellegűek, és rendszeres kiigazítást igénylő részletes rendelkezéseket tartalmaznak. Ahhoz, hogy a tagállamoknak ne kelljen átültetniük a technikai jellegű módosításokat a nemzeti jogba, és ezáltal csökkenjenek a nemzeti hatóságok adminisztratív terhei, illetve hogy az új textilszál-elnevezéseket – az Unió egészében egyidejűleg történő használatuk végett – gyorsabban el lehessen fogadni, a jogalkotás egyszerűsítése céljából a rendelet tűnik a legmegfelelőbb jogi aktusnak.
            
         
               (3)
            
            
               A textilszál-elnevezésekre és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézésére és jelölésére vonatkozó tagállami rendelkezések eltérő voltából fakadó – a belső piac megfelelő működését gátló – esetleges akadályok elhárítása érdekében össze kell hangolni a textilszál-elnevezéseket, valamint az előállítás, a feldolgozás és a forgalmazás különböző szakaszaiban a textiltermékek címkéin, jelölésein és a textiltermékeket kísérő dokumentumokban megjelenő információkat.
            
         
               (4)
            
            
               Az e rendeletben meghatározott címkézési és jelölési követelmények nem vonatkoznak azokra a textiltermékekre, amelyeket bérmunkába adnak saját otthonukban dolgozó személyeknek vagy olyan független cégeknek, amelyek a részükre átadott anyagokból dolgoznak anélkül, hogy azokon ellenérték fejében tulajdonjogot szereznének, illetve nem vonatkoznak az olyan egyedileg kialakított textiltermékekre, amelyeket önfoglalkoztató szabók készítenek. E kivételeknek azonban az említett, saját otthonukban dolgozó személyek vagy független cégek és a számukra bérmunkát biztosító személyek közötti, valamint az önfoglalkoztató szabók és a fogyasztók közötti ügyletekre kell korlátozódniuk.
            
         
               (5)
            
            
               E rendelet összehangolt rendelkezéseket állapít meg a textiltermékek címkézésének és jelölésének bizonyos kérdései, különösen a textilszál-elnevezések tekintetében. Más címkézés és jelölés is megengedett, amennyiben annak alkalmazási köre nem esik egybe e rendelet hatályával, és összeegyeztethető a Szerződésekkel.
            
         
               (6)
            
            
               Helyénvaló meghatározni, hogy a gyártók milyen szabályok szerint kérhetik új textilszál-elnevezés e rendelet mellékleteibe való felvételét.
            
         
               (7)
            
            
               Rendelkezni kell egyes olyan termékekről is, amelyek nem kizárólag textilanyagokból készülnek, de textiltartalmuk a termék alapvető részét képezi, vagy erre a textiltartalomra a gazdasági szereplő külön felhívja a figyelmet.
            
         
               (8)
            
            
               Helyénvaló szabályokat megállapítani olyan textiltermékek címkézésére vagy jelölésére vonatkozóan is, amelyek állati eredetű, nem textil alkotórészeket tartalmaznak. Ennek a rendeletnek különösen rögzítenie kell az állati eredetű, nem textil alkotórészeknek az ezen alkotórészeket tartalmazó textiltermékek címkéjén vagy jelölésén való feltüntetésére vonatkozó követelményt annak érdekében, hogy a fogyasztók megalapozott döntés alapján választhassanak. A címkézés és jelölés nem lehet félrevezető.
            
         
               (9)
            
            
               A címkén és a jelölésen fel nem tüntetendő „idegen szálakra” vonatkozó tűrést mind az egyféle szálasanyagból készült termékek, mind a szálkeverékből készült termékek tekintetében alkalmazni kell.
            
         
               (10)
            
            
               A szálösszetétel címkézését vagy jelölését kötelezővé kell tenni, hogy az Unióban valamennyi fogyasztó pontos és egységes tájékoztatást kapjon. E rendelet azonban nem akadályozhatja a gazdasági szereplőket abban, hogy ezen túlmenően jelezzék a textiltermék eredeti minőségének megőrzése szempontjából külön figyelmet igénylő, kis mennyiségben előforduló szálak jelenlétét is. Arra az esetre, ha valamely textiltermék összetételét a gyártáskor műszakilag nehéz megállapítani, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a címkén és a jelölésen csak a gyártáskor ismert szálakat tüntessék fel, feltéve, hogy azok a késztermék bizonyos százalékát alkotják.
            
         
               (11)
            
            
               Annak érdekében, hogy a tagállamok ne kövessenek egymástól eltérő gyakorlatot, pontosan meg kell határozni az egyes, két vagy több komponensből álló textiltermékek címkézésének és jelölésének módszereit, valamint a textiltermékek azon komponenseit, amelyeket címkézési, jelölési és elemzési szempontból nem kell figyelembe venni.
            
         
               (12)
            
            
               Azokat a textiltermékeket, amelyekre csak az átfogó címkézési követelmények vonatkoznak, illetve amelyeket méterre vagy adott hosszúságúra levágva értékesítenek, olyan módon kell forgalmazni, hogy a fogyasztó teljes mértékben megismerhesse az egész csomagoláshoz, illetve véghez mellékelt adatokat.
            
         
               (13)
            
            
               A felhasználók és a fogyasztók körében különösen népszerű textilszál-elnevezések, illetve textilszálösszetétel-megjelölések használatát bizonyos feltételekhez kell kötni. Ezen túlmenően a felhasználók és a fogyasztók tájékoztatása érdekében helyénvaló, ha a textilszál-elnevezések kapcsolódnak a szálak jellemzőihez.
            
         
               (14)
            
            
               Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek tagállami piacfelügyeletét illetően a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6), valamint az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) az irányadó.
            
         
               (15)
            
            
               Az alkalmazott módszerekkel szembeni esetleges kifogások lehetőségének kizárása érdekében meg kell határozni a textiltermékek mintavételezésére és elemzésére szolgáló módszereket. A tagállamokban a két- és háromkomponensű szálkeverékekből álló textiltermékek szálösszetételének meghatározása céljából mind a minta előkezelésének, mind mennyiségi elemzésének tekintetében egységes hivatalos vizsgálati módszereket kell alkalmazni. E rendelet egyszerűsítése és az abban meghatározott egységes módszereknek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében célszerű e módszerek összehangolt szabványokká alakítása. Ebből a célból a Bizottságnak kell irányítania a jelenlegi rendszerről – amely az e rendeletben előírt módszereken alapul – a harmonizált szabványokon alapuló rendszerre való áttérést. A két- és háromkomponensű szálkeverékekből álló textiltermékek elemzésére alkalmazott egységes módszerek megkönnyítik e termékek szabad mozgását, és ezzel javítják a belső piac működését.
            
         
               (16)
            
            
               Olyan kétkomponensű textilszálkeverékek esetében, amelyekre nem vonatkozik uniós szinten egységesített elemzési módszer, a vizsgálatokért felelős laboratórium számára engedélyezni kell, hogy meghatározhassa az ilyen szálkeverékek összetételét, a vizsgálati jelentésben feltüntetve a kapott eredményt, az alkalmazott módszert, valamint annak pontosságát.
            
         
               (17)
            
            
               E rendelet feladata megállapítani a textiltermékek szálösszetételének elemzéssel történő meghatározása során az egyes szálak száraz tömegére vonatkozóan alkalmazandó egyezményes nedvességtartalom-értékeket, valamint két eltérő egyezményes nedvességtartalom-értéket megadni a gyapjút és/vagy állati szőrt tartalmazó kártolt vagy fésült szálak összetételének kiszámításához. Mivel nem mindig lehet megállapítani, hogy valamely termék kártolt vagy fésült-e, és ennek következtében a textiltermékek megfelelőségének az Unióban elvégzett ellenőrzése során a tűréshatárok alkalmazása egymásnak ellentmondó eredményekhez vezethet, az említett ellenőrzéseket végző laboratóriumok számára engedélyezni kell, hogy kétes esetekben egyetlen egyezményes nedvességtartalom-értéket alkalmazzanak.
            
         
               (18)
            
            
               Szabályokat kell megállapítani az e rendeletben meghatározott általános címkézési és jelölési követelmények alól mentesülő termékekre, különösen az egyszer használatos termékekre vagy azokra a termékekre vonatkozóan, amelyekre csak átfogó címkézési kötelezettség vonatkozik.
            
         
               (19)
            
            
               A tagállamok által a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) tiltja a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokat, ideértve az olyan hamis információk szolgáltatását, amelyek arra késztetik a fogyasztót, hogy olyan ügyleti döntést hozzon, amelyet egyébként nem hozott volna meg.
            
         
               (20)
            
            
               A fogyasztóvédelem átlátható és következetes kereskedelmi szabályokat tesz szükségessé, többek között az eredetmegjelölés vonatkozásában is. E jelzések alkalmazásának célja, hogy lehetővé tegyék a fogyasztók számára, hogy teljes mértékben tisztában legyenek az általuk vásárolt termékek származási helyével, és ily módon védve legyenek a származásra vonatkozó csalárd, pontatlan vagy megtévesztő állításokkal szemben.
            
         
               (21)
            
            
               Az európai textilágazatot érinti a hamisítás, amely problémákat vet fel a fogyasztóvédelem és a tájékoztatás terén. A tagállamoknak a textiltermékek terén különös figyelmet kell fordítaniuk a hamis termékekkel kapcsolatos olyan horizontális uniós jogszabályok és intézkedések végrehajtására, mint például az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről szóló, 2003. július 22-i 1383/2003/EK tanácsi rendelet (10).
            
         
               (22)
            
            
               Indokolt eljárást létrehozni az új textilszál-elnevezések e rendelet mellékleteibe történő felvételére vonatkozóan. E rendeletnek ezért meg kell állapítania az új textilszál-elnevezések e mellékletekbe való felvétele iránt a gyártók, illetve a nevükben eljáró személyek által benyújtott kérelemre vonatkozó követelményeket.
            
         
               (23)
            
            
               Szükséges, hogy azon gyártók, illetve a képviseletükben eljáró más személyek, akik valamely új textilszál-elnevezés e rendelet mellékleteibe való felvételét kívánják, a kérelemmel együtt benyújtandó műszaki dokumentációban valamennyi rendelkezésre álló tudományos információt közöljenek az új textilszállal szembeni lehetséges allergiás reakciók vagy annak az emberi egészségre gyakorolt más káros hatásai tekintetében, beleértve az e hatások felmérése céljából a vonatkozó uniós jogszabályoknak megfelelően végzett vizsgálatok eredményeit.
            
         
               (24)
            
            
               A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a magasabb tűréshatárok engedélyezésére vonatkozó műszaki kritériumok és eljárási szabályok elfogadására, a műszaki fejlődés követése érdekében a II., IV., V., VI., VII., VIII. és IX. melléklet módosítására, valamint az I. mellékletnek új textilszál-elnevezések e mellékletben meghatározott jegyzékbe való felvétele céljából szükséges módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.
            
         
               (25)
            
            
               Mivel e rendelet céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért azok az intézkedés léptéke miatt uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.
            
         
               (26)
            
            
               Annak érdekében, hogy megszűnjenek a belső piac megfelelő működését a tagállamok eltérő rendelkezései és gyakorlatai révén nehezítő lehetséges akadályok, és hogy lépést lehessen tartani az elektronikus kereskedelem fejlődésével, és szembe lehessen nézni a textiltermékek piaca előtt álló jövőbeli kihívásokkal, meg kell vizsgálni a textilcímkézés egyéb szempontjainak harmonizálását és szabványosítását is. E célból a Bizottságnak jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a textiltermékek belső piaci szabad mozgásának megkönnyítése és a fogyasztóvédelem Unió-szerte magas szintjének elérése érdekében uniós szinten bevezetendő lehetséges új címkézési követelményekről. E jelentésnek különösen meg kell vizsgálnia a textiltermékek címkéin szolgáltatandó információk mennyiségére vonatkozó fogyasztói véleményeket, és tanulmányoznia kell, hogy a címkézésen kívül milyen más módszerrel közölhetők további információk a fogyasztókkal. A jelentésnek az érdekelt felek, köztük a fogyasztók bevonásával folytatott részletes konzultáción kell alapulnia, és figyelembe kell vennie a létező európai és nemzetközi szabványokat. A jelentésnek különösen a következőket kell vizsgálnia: az eredetmegjelölésre vonatkozó esetleges harmonizált szabályok hatálya és jellemzői, figyelembe véve a származási országra vonatkozó esetleges horizontális szabályok fejlődésének eredményeit; a textiltermékek kezelésére, méretére, a bennük található veszélyes anyagokra, gyúlékonyságukra és környezetvédelmi teljesítményükre vonatkozó lehetséges címkézési követelmények fogyasztók számára biztosított hozzáadott értéke; a textiltermékben található textilszálak azonosítására szolgáló nyelvfüggetlen szimbólumok vagy kódok, amelyek segítségével a fogyasztók könnyen megértik a természetes vagy szintetikus szálak összetételét, és különösen használatát; a szociális és elektronikus címkézés; valamint a címkén feltüntetett azonosítószám, amelynek révén kérésre tájékoztatást lehet kérni a termékekről és a gyártóról, elsősorban az interneten keresztül. A jelentéshez adott esetben jogalkotási javaslatot kell csatolni.
            
         
               (27)
            
            
               A Bizottságnak tanulmányt kell készítenie annak értékelésére, hogy van-e okozati kapcsolat az allergiás reakciók és a textiltermékekben használt vegyi anyagok vagy keverékek között. E tanulmány alapján a Bizottságnak – indokolt esetben – a vonatkozó uniós jogszabályoknak megfelelően jogalkotási javaslatokat kell előterjesztenie.
            
         
               (28)
            
            
               A 73/44/EGK, a 96/73/EK és a 2008/121/EK irányelvet hatályon kívül kell helyezni,
            
         ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
   1.   FEJEZET
   
      ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
   
   1. cikk
   Tárgy
   Ez a rendelet szabályokat állapít meg a textilszál-elnevezések használatára, a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézésére és jelölésére, az állati eredetű, nem textil alkotórészeket tartalmazó textiltermékek címkézésére vagy jelölésére, valamint a textiltermékek szálösszetételének a két- és háromkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzése révén történő meghatározására vonatkozóan a belső piac működésének javítása és a fogyasztók pontos tájékoztatása céljából.
   2. cikk
   Hatály
   (1)   Ezt a rendeletet az Unió piacán forgalmazott textiltermékekre és a (2) bekezdésben említett termékekre kell alkalmazni.
   (2)   E rendelet alkalmazásában az alábbi termékeket ugyanúgy kell kezelni, mint a textiltermékeket:
   
               a)
            
            
               a legalább 80 tömegszázalékban textilszálakból készült termékek;
            
         
               b)
            
            
               a legalább 80 tömegszázalékban textilösszetevőkből készült bútor-, esernyő- vagy napernyőhuzatok;
            
         
               c)
            
            
               a következők textilösszetevői:
               
                           i.
                        
                        
                           többrétegű padlóburkolatok felső rétege;
                        
                     
                           ii.
                        
                        
                           matracborítókelmék;
                        
                     
                           iii.
                        
                        
                           kempingfelszerelések burkolatai;
                        
                     amennyiben ezek a textilösszetevők a felső réteg vagy a burkolat legalább 80 tömegszázalékát teszik ki;
            
         
               d)
            
            
               más termékekbe beépített és azok szerves részét alkotó textíliák, ha ezen termékek összetételét feltüntetik.
            
         (3)   E rendelet nem vonatkozik az olyan textiltermékekre, amelyeket bérmunkában dolgoznak fel saját otthonukban dolgozó személyek vagy olyan független cégek, amelyek a részükre átadott anyagokból dolgoznak anélkül, hogy azokon ellenérték fejében tulajdonjogot szereznének.
   (4)   E rendelet nem vonatkozik az olyan egyedileg kialakított textiltermékekre, amelyeket önfoglalkoztató szabók készítenek.
   3. cikk
   Fogalommeghatározások
   1.   E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:
   a)   „textiltermék”: minden nyers, félig megmunkált, megmunkált, félkész-, kész, félig konfekcionált vagy konfekcionált termék, amely kizárólag textilszálakból áll, függetlenül az alkalmazott keverési vagy összeállítási eljárástól;
   b)   „textilszál”: a következők valamelyike:
   c)   „névleges szélesség”: a szalag, illetve a tömlő szélessége hajtogatott, ellapított, préselt vagy sodort állapotban, illetve az átlagos szélesség, amennyiben a szélesség nem egyenletes;
   d)   „textilösszetevő”: a textiltermék azonosítható száltartalmú része;
   e)   „idegen szálak”: a címkén vagy a jelölésen feltüntetett szálaktól eltérő szálak;
   f)   „bélés”: ruhák és más termékek konfekcionálásához használt, egy vagy több szél mentén rögzített, egy vagy több textilrétegből álló különálló összetevő;
   g)   „címkézés”: a szükséges információ feltüntetése a textilterméken címke hozzáerősítésével;
   h)   „jelölés”: a szükséges információ feltüntetése közvetlenül a textilterméken varrással, hímzéssel, nyomtatással, dombornyomással vagy bármely más applikációs technika révén;
   i)   „átfogó címkézés”: egyetlen címke használata több textiltermékre vagy -összetevőre vonatkozóan;
   j)   „egyszer használatos termék”: olyan textiltermék, amelyet csak egyszeri vagy korlátozott ideig tartó használatra terveztek, és nem szántak ugyanolyan vagy hasonló célú későbbi rendeltetésszerű felhasználásra;
   k)   „egyezményes nedvességtartalom-érték”: azon nedvességtartalom-érték, amelyet az összetevő szálak százalékos arányának kiszámításához alkalmaznak, tiszta és száraz tömegre vetítve, egyezményes tényezők szerint kiigazítva.
   (2)   E rendelet alkalmazásában a 765/2008/EK rendelet 2. cikkében előírt fogalommeghatározások alkalmazandók a „forgalmazás”, a „forgalomba hozatal”, a „gyártó”, az „importőr”, a „forgalmazó”, a „gazdasági szereplő”, a „harmonizált szabvány”, a „piacfelügyelet” és a „piacfelügyeleti hatóság” tekintetében.
   4. cikk
   A textiltermékek forgalmazására vonatkozó általános követelmény
   A textiltermékek kizárólag akkor forgalmazhatók, ha azokat e rendeletnek megfelelően címkézték, jelölték, vagy e rendeletnek megfelelő kereskedelmi dokumentumokkal látták el.
   2.   FEJEZET
   
      TEXTILSZÁL-ELNEVEZÉSEK ÉS AZ EZEKHEZ KAPCSOLÓDÓ CÍMKÉZÉSI ÉS JELÖLÉSI KÖVETELMÉNYEK
   
   5 cikk
   Textilszál-elnevezések
   (1)   Kizárólag az I. mellékletben felsorolt textilszál-elnevezések alkalmazhatók a textiltermékek címkéin és jelölésein a szálösszetétel feltüntetése céljából.
   (2)   Az I. mellékletben felsorolt elnevezések csak azokra a textilszálakra alkalmazhatók, amelyek megfelelnek az említett mellékletben szereplő leírásnak.
   Az I. mellékletben felsorolt elnevezések sem önállóan, sem szótőként, sem melléknévként nem használhatók más szál elnevezésére.
   A „selyem” elnevezés nem alkalmazható a végtelen mesterséges szálasanyagokra a szál alakjának vagy kiszerelésének jellemzése céljából.
   6. cikk
   Új textilszál-elnevezések iránti kérelmek
   Bármely gyártó, vagy a gyártó nevében eljáró bármely személy kérelmezheti a Bizottságtól, hogy valamely új textilszál-elnevezést vegyen fel az I. mellékletben szereplő jegyzékbe.
   A kérelemnek tartalmaznia kell a II. melléklet szerint összeállított műszaki dokumentációt.
   7. cikk
   Tiszta textiltermékek
   (1)   A „100 %” vagy „tiszta” címkézés vagy jelölés kizárólag az egyféle szálasanyagból készült textiltermékekre alkalmazható.
   Ezek vagy hasonló kifejezések más textiltermékekre nem alkalmazhatók.
   (2)   A 8. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül az idegen szálakat legfeljebb 2 tömegszázalékban tartalmazó textiltermékek kizárólag egyféle szálasanyagból készült textiltermékeknek is tekinthetők, amennyiben e mennyiség a helyes gyártási gyakorlatban technikailag elkerülhetetlen, és nem rendszeres, szándékos bekeverés eredménye.
   A kártolt textiltermékek egyféle szálasanyagból készült textilterméknek is tekinthetők, ha legfeljebb 5 tömegszázalékban tartalmaznak idegen szálakat, amennyiben e mennyiség a helyes gyártási gyakorlatban technikailag elkerülhetetlen, és nem rendszeres, szándékos bekeverés eredménye.
   8. cikk
   Élőgyapjú-termékek
   (1)   Textiltermékeket abban az esetben lehet a III. mellékletben említett elnevezések valamelyikével címkézni vagy jelölni, ha kizárólag olyan gyapjúszálból készültek, amely előzőleg nem képezte valamely késztermék részét, és amelyet az adott termék gyártása során szükséges eljárásokon kívül nem vetettek alá semmilyen fonási, illetve nemezelési eljárásnak, és amely a kezelés vagy használat során nem károsodott.
   (2)   Az (1) bekezdéstől eltérően a III. mellékletben felsorolt elnevezéseket fel lehet használni a textilszálkeverékben levő gyapjú megjelölésére, ha valamennyi alábbi feltétel teljesül:
   
               a)
            
            
               a keverékben lévő gyapjú teljes mértékben megfelel az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek;
            
         
               b)
            
            
               az ilyen gyapjú részaránya a keverék össztömegének legalább 25 %-át alkotja;
            
         
               c)
            
            
               durván kártolt keverék esetében a gyapjú csak egyetlen más szálasanyaggal van keverve.
            
         Ilyen keverék esetében a teljes százalékos összetételt fel kell tüntetni.
   (3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett termékek – beleértve a kártolt gyapjútermékeket – idegenszál-tartalma nem haladhatja meg a 0,3 tömegszázalékot, továbbá a helyes gyártási gyakorlatban technikailag elkerülhetetlennek, és nem rendszeres, szándékos bekeverés eredményének kell lennie.
   9. cikk
   Többszálas textiltermékek
   (1)   A textiltermékeket olyan címkével kell ellátni vagy megjelölni, amely csökkenő sorrendben feltünteti valamennyi szálkomponens elnevezését és százalékos tömegarányát.
   (2)   Az (1) bekezdéstől eltérően és a 7. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül azokat a szálasanyag-összetevőket, amelyek tömegaránya legfeljebb a textiltermék össztömegének 5 %-a, illetve azokat a szálasanyag-összetevőket, amelyek tömegaránya együttesen nem haladja meg a textiltermék össztömegének 15 %-át, „más szálak” elnevezés alatt lehet feltüntetni – amely elnevezés előtt vagy után közvetlenül jelölik ezek összegzett tömegszázalékát –, amennyiben ezeket a gyártás időpontjában nem könnyű megállapítani.
   (3)   Azoknál a termékeknél, amelyek láncfonala tiszta pamut és vetülékfonala tiszta len, és a len aránya eléri az írtelenített szövet össztömegének legalább 40 %-át, alkalmazható a „féllen” megjelölés, de ilyenkor hozzá kell tenni a „tiszta pamutlánc – tiszta lenvetülék” meghatározást is.
   (4)   Az 5. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül az olyan textiltermékeknél, amelyek összetételét a gyártás során nehéz megállapítani, a „szálkeverék”, illetve a „meghatározatlan textilösszetétel” kifejezéseket lehet alkalmazni a címkén vagy a jelölésen.
   (5)   E cikk (1) bekezdésétől eltérően az I. mellékletben nem szereplő szálakat „más szálak” elnevezés alatt lehet feltüntetni, amely elnevezés előtt vagy után közvetlenül jelölni kell ezek összegzett tömegszázalékát.
   10. cikk
   Díszítőszálak és antisztatikus hatású szálak
   (1)   Azokat a látható, elkülöníthető szálakat, amelyek pusztán díszítő célokat szolgálnak, és nem haladják meg a késztermék tömegének 7 %-át, nem kell figyelembe venni a 7. és a 9. cikkben meghatározott szálösszetételekben.
   (2)   Azokat a fém- és más szálakat, amelyeket elektromos feltöltődés elleni védelem céljából használnak fel a termékben, és amelyek nem haladják meg a késztermék tömegének 2 %-át, nem kell figyelembe venni a 7. és a 9. cikkben említett szálösszetételekben.
   (3)   A 9. cikk (4) bekezdésében említett termékek esetében az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett százalékokat a lánc- és vetülékfonal tömege alapján, külön-külön kell kiszámítani.
   11. cikk
   Többszálas textiltermékek
   (1)   A két vagy több, különböző textilszáltartalmú textilösszetevőből álló textiltermékeken olyan címkét vagy jelölést kell elhelyezni, amelyen valamennyi összetevő textilszáltartalmát feltüntetik.
   (2)   Az (1) bekezdésben említett címkézés vagy jelölés nem kötelező azon textilösszetevők esetében, amelyeknél teljesül az alábbi két feltétel:
   
               a)
            
            
               ezen összetevők nem fő bélésanyagok; és
            
         
               b)
            
            
               a textiltermék össztömegének kevesebb mint 30 %-át alkotják.
            
         (3)   Ha két vagy több textilterméknek azonos a száltartalma, és általában egyetlen egységet képeznek, ezeken elegendő lehet egyetlen címkét vagy jelölést elhelyezni.
   12. cikk
   Állati eredetű, nem textil alkotórészeket tartalmazó textiltermékek
   (1)   Az állati eredetű, nem textil alkotórészek textiltermékekben való jelenlétét az „állati eredetű, nem textil alkotórészek” feliratnak az ilyen alkotórészeket tartalmazó termékek címkézésén vagy jelölésén való elhelyezésével kell jelezni azok forgalomba hozatalakor.
   (2)   A címkézés vagy jelölés nem lehet megtévesztő, és annak olyannak kell lennie, hogy a fogyasztó könnyen megérthesse.
   13. cikk
   A IV. mellékletben felsorolt textiltermékek címkézése és jelölése
   A IV. mellékletben felsorolt textiltermékek szálösszetételét az említett mellékletben megállapított címkézési és jelölési előírások szerint kell feltüntetni.
   14. cikk
   Címkék és jelölések
   (1)   A textiltermékeket minden esetben a szálösszetételüket feltüntető címkével vagy jelöléssel kell forgalmazni.
   A textiltermékek címkézésének, illetve jelölésének tartósnak, könnyen olvashatónak, láthatónak és hozzáférhetőnek kell lennie, valamint címke használata esetén annak biztonságos rögzítéséről is gondoskodni kell.
   (2)   Az (1) bekezdés sérelme nélkül a címke vagy a jelölés a terméket kísérő kereskedelmi dokumentumokkal helyettesíthető vagy kiegészíthető olyan esetekben, amikor a termékeket az értékesítési láncon belüli gazdasági szereplők részére szállítják, illetve amikor azokat az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (11) 1. cikkében meghatározott bármely ajánlatkérő szerv által leadott megrendelésre szállítják.
   (3)   Az 5., 7., 8. és 9. cikkben említett textilszál-elnevezéseket és szálösszetételre vonatkozó leírásokat egyértelműen fel kell tüntetni az ezen cikk (2) bekezdésében említett kísérő kereskedelmi dokumentumokban.
   Automatizált feldolgozási kódok és a nemzetközi szabványokban meghatározott rövidítések kivételével rövidítések nem használhatók, azok is csak akkor, ha a rövidítéseket ugyanezen kereskedelmi dokumentumokban meg is magyarázzák.
   15. cikk
   Címkézés- vagy jelölésszolgáltatási kötelezettség
   (1)   A textiltermék forgalomba hozatalakor a gyártónak gondoskodnia kell arról, hogy a címkék vagy jelölések rendelkezésre álljanak, és a bennük foglalt információ pontos legyen. Ha a gyártó nem rendelkezik uniós székhellyel, az importőrnek kell gondoskodnia arról, hogy a címkék vagy jelölések rendelkezésre álljanak, és a bennük foglalt információ pontos legyen.
   (2)   E rendelet alkalmazásában a forgalmazó gyártónak minősül, ha saját neve vagy védjegye alatt hoz forgalomba valamely terméket, címkével látja el azt, vagy módosítja a címke tartalmát.
   (3)   A textiltermék forgalmazásakor a forgalmazónak gondoskodnia kell arról, hogy az el legyen látva az e rendeletben előírt megfelelő címkézéssel vagy jelöléssel.
   (4)   Az (1), (2) és (3) bekezdésében említett gazdasági szereplőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a textiltermékek forgalmazása során rendelkezésre bocsátott információkat ne lehessen összetéveszteni az e rendeletben meghatározott textilszál-elnevezésekkel és szálösszetételre vonatkozó leírásokkal.
   16. cikk
   A textilszál-elnevezések és a szálösszetételre vonatkozó leírások alkalmazása
   (1)   Textiltermékek forgalmazásakor az 5., 7., 8. és 9. cikkben említett, textilszál-összetételre vonatkozó leírásokat könnyen olvasható, látható és egyértelmű módon, egységes méretű, stílusú és betűtípusú írásképpel kell feltüntetni a katalógusokban és a kereskedelmi prospektusokban, valamint a csomagoláson, a címkéken és a jelöléseken. Ezen információnak jól láthatónak kell lennie a fogyasztó számára a vásárlás előtt, abban az esetben is, ha a vásárlásra elektronikus úton kerül sor.
   (2)   A védjegyek, illetve a vállalkozások nevei közvetlenül az 5., 7., 8. és 9. cikkben említett, textilszál-összetételre vonatkozó leírások előtt vagy után is állhatnak.
   Mindazonáltal, ha egy védjegy vagy egy vállalkozás neve önállóan, szógyökként vagy melléknévként tartalmazza az I. mellékletben felsorolt textilszál-elnevezések valamelyikét vagy egy azokkal összetéveszthető bármilyen más elnevezést, akkor ezt a védjegyet vagy vállalkozásnevet közvetlenül az 5., 7., 8. és 9. cikkben említett, textilszál-összetételre vonatkozó leírások előtt vagy után kell feltüntetni.
   Az egyéb információkat minden esetben külön kell feltüntetni.
   (3)   A címkézést vagy jelölést annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy nyelvein kell elvégezni, amelynek a területén a textiltermékeket a fogyasztó rendelkezésére bocsátják, kivéve, ha az érintett tagállam másként rendelkezik.
   Csévék, tekercsek, motringok, gombolyagok, illetve bármilyen más kiszerelésű, kis mennyiségű varró-, stoppoló- és hímzőcérna esetén a 17. cikk (3) bekezdésében említett átfogó címkézésre az első albekezdés alkalmazandó. E termékek tételenkénti értékesítése esetén ezek címkézése vagy jelölése az Unió intézményeinek bármely hivatalos nyelvén történhet, feltéve, hogy a termékek átfogó címkézéssel is el vannak látva.
   17. cikk
   Eltérések
   (1)   A 11., 14., 15. és 16. cikkben meghatározott szabályokat az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésében megállapított eltérésekre figyelemmel kell alkalmazni.
   (2)   Az V. mellékletben felsorolt textiltermékek esetében a címkén és a jelölésen nem szükséges feltüntetni a textilszál-elnevezést vagy a szálösszetételt.
   Mindazonáltal, ha egy védjegy vagy egy vállalkozás neve önállóan, szógyökként vagy melléknévként tartalmazza az I. mellékletben felsorolt elnevezések valamelyikét vagy egy azokkal összetéveszthető bármilyen más elnevezést, akkor a 11., 14., 15. és 16. cikket kell alkalmazni.
   (3)   Ha a VI. mellékletben felsorolt textiltermékek ugyanolyan típusúak és ugyanolyan szálösszetételűek, azok együttesen, átfogó címkével ellátva is forgalmazhatók.
   (4)   A méteráruként forgalmazott textiltermékek szálösszetételét elegendő az értékesítésre kínált végen vagy tekercsen feltüntetni.
   (5)   A (3) és (4) bekezdésében említett textiltermékeket oly módon kell forgalomba hozni, hogy azok szálösszetétele az értékesítési láncon belüli minden vásárló számára rendelkezésre álljon, a fogyasztót is beleértve.
   3.   FEJEZET
   
      PIACFELÜGYELET
   
   18. cikk
   Piacfelügyeleti ellenőrzések
   A piacfelügyeleti hatóságok ellenőrzik, hogy a textiltermékek szálösszetétele megfelel-e a kérdéses termékek szálösszetételéről e rendeletnek megfelelően nyújtott információnak.
   19. cikk
   A szálösszetétel megállapítása
   (1)   A textiltermékek szálösszetételének meghatározása céljából a 18. cikkben említett ellenőrzéseket a VIII. mellékletben megállapított módszerek vagy az e mellékletben bevezetendő harmonizált szabványok szerint kell végezni.
   (2)   A 7., 8. és 9. cikkben megállapított szálösszetétel meghatározása során nem kell figyelembe venni a VII. mellékletben felsorolt tételeket.
   (3)   A 7., 8. és 9. cikkben szereplő szálösszetételt úgy kell meghatározni, hogy az egyes vízmentes szálak tömegére a VII. mellékletben felsorolt tételek eltávolítását követően a IX. mellékletben meghatározott, megfelelő egyezményes nedvességtartalom-értéket alkalmazzák.
   (4)   Azok a laboratóriumok, amelyek olyan textilszálkeverékek vizsgálatáért felelősek, amelyekre nem vonatkozik uniós szinten egységesített elemzési módszer, meghatározhatják az ilyen szálkeverékek összetételét, a vizsgálati jelentésben megjelölve a kapott eredményeket, az alkalmazott módszert és annak pontosságát.
   20. cikk
   Tűréshatárok
   (1)   A textiltermékek szálösszetételének megállapításához a (2), (3) és (4) bekezdésben megállapított tűréshatárok alkalmazandók.
   (2)   A 8. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül a 9. cikk értelmében megadandó szálösszetételben nem kell feltüntetni az idegen szálak jelenlétét, ha az említett szálak százalékos aránya nem éri el az alábbi értékeket:
   
               a)
            
            
               a textiltermék össztömegének 2 %-a, feltéve, hogy ez a helyes gyártási gyakorlatban technikailag elkerülhetetlen, és nem rendszeres, szándékos bekeverés eredménye; vagy
            
         
               b)
            
            
               kártolt termékek esetében a textiltermék össztömegének 5 %-a, feltéve, hogy ez a helyes gyártási gyakorlatban technikailag elkerülhetetlen, és nem rendszeres, szándékos bekeverés következménye.
            
         (3)   A címkén vagy a jelölésen feltüntetett szálasanyagok össztömege tekintetében 3 %-os gyártási tűréshatár engedélyezett a 9. cikk értelmében megadandó szálösszetétel és a 19. cikk értelmében elvégzett elemzéssel megállapított, tényleges százalékos arányok között. Ez a tűréshatár alkalmazandó az alábbiakra is:
   
               a)
            
            
               a 9. cikknek megfelelően „más szálak” elnevezés alatt feltüntethető szálasanyagok;
            
         
               b)
            
            
               a 8. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett gyapjú százalékos aránya.
            
         Az elemzéshez a tűréshatárokat külön-külön kell kiszámítani. Az e bekezdésben említett tűréshatár kiszámításához figyelembe veendő össztömeg a késztermékben található szálasanyag tömege, csökkentve az e cikk (2) bekezdésében említett tűréshatár alkalmazásával talált idegen szálak tömegével.
   (4)   A (2) és (3) bekezdésben említett tűréshatárok csak abban az esetben összegezhetők, ha a (2) bekezdésben említett tűréshatár alkalmazásával az elemzés során talált idegen szálakról bebizonyosodik, hogy azok a címkén vagy a jelölésen feltüntetett egy vagy több szálasanyaggal azonos kémiai szerkezethez sorolhatók be.
   (5)   Egyes textiltermékek esetében, amelyeknél a gyártási folyamat a (2) és (3) bekezdésben megállapítottaknál nagyobb tűréshatárt igényel, a Bizottság engedélyezhet nagyobb tűréshatárokat.
   A textiltermék forgalomba hozatalát megelőzően a gyártónak engedélyezési kérelmet kell benyújtania a Bizottsághoz, amelyben kielégítően indokolja és bizonyítja a kivételes gyártási körülményeket. Az engedély kizárólag kivételes esetben és a gyártó által adott megfelelő indokolás mellett adható meg.
   Szükség esetén a Bizottság a 22. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén fogadja el az e bekezdés alkalmazására vonatkozó műszaki kritériumokat és eljárási szabályokat.
   4.   FEJEZET
   
      ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
   
   21. cikk
   Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
   (1)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 20. cikk (5) bekezdése alkalmazásához szükséges műszaki kritériumoknak és eljárási szabályoknak, a műszaki fejlődés követése érdekében a II., IV., V., VI., VII., VIII. és IX. melléklet módosításainak, valamint a 6. cikk értelmében új textilszál-elnevezéseknek az I. mellékletben meghatározott jegyzékbe való felvétele céljából e melléklet módosításainak elfogadására vonatkozóan.
   (2)   Az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásakor a Bizottság e rendelet rendelkezéseivel összhangban jár el.
   22. cikk
   A felhatalmazás gyakorlása
   (1)   A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
   (2)   A Bizottságnak a 20. cikk (5) bekezdésében és a 21. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása öt éves időtartamra szól 2011. november 7-ig kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a hatáskörről. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a hatáskör hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.
   (3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 20. cikk (5) bekezdésében és a 21. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
   (4)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
   (5)   A 20. cikk (5) bekezdése és a 21. cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek vagy a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapos határidőn belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
   23 cikk
   Jelentéstétel
   A Bizottság legkésőbb 2014. november 8-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról, különös tekintettel az új textilszál-elnevezésekre vonatkozó kérelmekre és azok elfogadására, és indokolt esetben jogalkotási javaslatot terjeszt elő.
   24. cikk
   Felülvizsgálat
   (1)   A Bizottság 2013. szeptember 30-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az uniós szinten bevezetendő lehetséges új címkézési követelményekről, hogy azok pontos, lényeges, érthető és összehasonlítható információkat nyújtsanak a fogyasztóknak a textiltermékek jellemzőiről.
   (2)   A jelentésnek az érintett felek bevonásával folytatott konzultáción kell alapulnia, és figyelembe kell vennie a létező európai és nemzetközi szabványokat.
   (3)   A jelentéshez adott esetben jogalkotási javaslatot kell csatolni, és annak többek között az alábbi kérdéseket kell vizsgálnia:
   
               a)
            
            
               eredetmegjelölési rendszer, amelynek célja, hogy a fogyasztókat pontos információkkal lássa el a származási országról és a textiltermékek teljes nyomonkövethetőségét biztosító további információkkal, figyelembe véve a potenciális horizontális származási országra vonatkozó szabályok fejlődésének eredményeit;
            
         
               b)
            
            
               a kezelésre vonatkozó címkézés harmonizált rendszere;
            
         
               c)
            
            
               a releváns textiltermékekre vonatkozó, az egész Unióra kiterjedő egységes címkézési rendszer;
            
         
               d)
            
            
               allergén anyagok feltüntetése;
            
         
               e)
            
            
               elektronikus jelölési és egyéb új technológiák, valamint a nyelvfüggetlen szimbólumok, illetve a szövetazonosító kódok használata.
            
         25. cikk
   Tanulmány a veszélyes anyagokról
   A Bizottságnak 2013. szeptember 30-ig tanulmányt kell készítenie annak értékelésére, hogy van-e okozati kapcsolat az allergiás reakciók és a textiltermékekben használt vegyi anyagok vagy keverékek között. E tanulmány alapján a Bizottságnak – indokolt esetekben – a vonatkozó uniós jogszabályoknak megfelelően jogalkotási javaslatokat kell előterjesztenie.
   26. cikk
   Átmeneti rendelkezések
   A 2008/121/EK irányelvnek megfelelő és 2012. május 8. előtt forgalomba hozott textiltermékek 2014. november 9-ig tovább forgalmazhatók.
   27. cikk
   Hatályon kívül helyezés
   2012. május 8-ig a 73/44/EGK, a 96/73/EK és a 2008/121/EK irányelv hatályát veszti.
   A hatályon kívül helyezett irányelvekre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni, a X. mellékletben szereplő megfelelési táblázatokkal összhangban.
   28 cikk
   Hatálybalépés
   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
   Ez a rendelet 2012. május 8-tól alkalmazandó.
   
      Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
      Kelt Strasbourgban, 2011. szeptember 27-tól.
      
         
            az Európai Parlament részéről
         
         
            az elnök
         
         J. BUZEK
      
      
         
            a Tanács részéről
         
         
            az elnök
         
         M. DOWGIELEWICZ
      
   
   
      (1)  HL C 255., 2010.9.22., 37. o.
   
      (2)  Az Európai Parlament 2010. május 18-i álláspontja (HL C 161 E., 2011.5.31., 179. o.), és a Tanács 2010. december 6-i álláspontja első olvasatban (HL C 50 E., 2011.2.17., 1. o.). Az Európai Parlament 2011. május 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2011. július 19-i határozata.
   
      (3)  HL L 83., 1973.3.30., 1. o.
   
      (4)  HL L 32., 1997.2.3., 1. o.
   
      (5)  HL L 19., 2009.1.23., 29. o.
   
      (6)  HL L 218., 2008.8.13., 30. o.
   
      (7)  HL L 11., 2002.1.15., 4. o.
   
      (8)  HL L 149., 2005.6.11., 22. o.
   
      (9)  HL L 364., 2004.12.9., 1. o.
   
      (10)  HL L 196., 2003.8.2., 7. o.
   
      (11)  HL L 134., 2004.4.30., 114. o.
   
      I. MELLÉKLET
      
         Textilszál-elnevezések listája
      
      (lásd az 5. cikket)
      
         1.   táblázat
      
      
                  Sorszám
               
               
                  Elnevezés
               
               
                  A szál leírása
               
            
                  1.
               
               
                  gyapjú
               
               
                  juh vagy bárány (Ovis aries) bundájából származó szál, illetve juh- vagy báránygyapjúból és a 2. sorban felsorolt állatok szőréből származó szálak keveréke
               
            
                  2.
               
               
                  alpaka, láma, teve, kasmír, moher, angóra, vikunya, jak, guanakó, kasgóra, hód, vidra, az elnevezés után a „gyapjú” vagy „szőr” szó feltüntetésével vagy anélkül
               
               
                  az alábbi állatok szőre: alpaka, láma, teve, kasmírkecske, angórakecske, angóranyúl, vikunya, jak, guanakó, kasgórakecske, hód, vidra
               
            
                  3.
               
               
                  állati szőr vagy lószőr, az állatfajta megadásával vagy anélkül (pl. marhaszőr, házikecskeszőr, lószőr)
               
               
                  az 1. vagy 2. sorban nem említett különféle állatok szőre
               
            
                  4.
               
               
                  selyem
               
               
                  olyan szál, amelyet kizárólag a selyemfonal-kibocsátó rovarok gubójából nyernek
               
            
                  5.
               
               
                  pamut
               
               
                  a gyapotnövény (Gossypium) tokterméséből származó szál
               
            
                  6.
               
               
                  kapok
               
               
                  a kapok (Ceiba pentandra) terméséből származó szál
               
            
                  7.
               
               
                  len
               
               
                  a len szárából (Linum usitassisimum) származó rostszál
               
            
                  8.
               
               
                  valódi kender
               
               
                  a kender (Cannabis sativa) szárából származó rostszál
               
            
                  9.
               
               
                  juta
               
               
                  a Corchorus olitoruius és a Corchorus capsularis szárából származó rostszál. E rendelet alkalmazásában a jutával azonos módon kezelendők az alábbi növényfajokból származó rostszálak: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata
                  
               
            
                  10.
               
               
                  manilakender
               
               
                  a Musa textilis szárát burkoló levelekből nyert rostszál
               
            
                  11.
               
               
                  alfafű
               
               
                  a Stipa tenacissima leveleiből nyert rostszál
               
            
                  12.
               
               
                  kókusz
               
               
                  a Cocos nucifera gyümölcséről származó rostszál
               
            
                  13.
               
               
                  seprűzanót
               
               
                  a Cytisus scoparius, illetve a Spartium Junceum ágából nyert rostból készült szál
               
            
                  14.
               
               
                  rami
               
               
                  a Boehmeria nivea és a Boehmeria tenacissima szárából nyert rostszál
               
            
                  15.
               
               
                  szizál
               
               
                  az Agave sisalana leveléből nyert rostszál
               
            
                  16.
               
               
                  indiai kender
               
               
                  a Crotalaria juncea rostjából készült szál
               
            
                  17.
               
               
                  heneken (mexikói szizál)
               
               
                  az Agave Fourcroydes rostjából készült szál
               
            
                  18.
               
               
                  agávé
               
               
                  az Agave Cantala rostjából készült szál
               
            
         
      
         2.   táblázat
      
      
                  Sorszám
               
               
                  Elnevezés
               
               
                  A szál leírása
               
            
                  19.
               
               
                  acetát
               
               
                  kevesebb mint 92 %, azonban legalább 74 % acetilezett hidroxil csoportú cellulózacetátból készült szál
               
            
                  20.
               
               
                  alginát
               
               
                  az alginsav fémsóiból készült szál
               
            
                  21.
               
               
                  cupro
               
               
                  rézoxid-ammóniás eljárással nyert regenerált cellulózszál
               
            
                  22.
               
               
                  modál
               
               
                  módosított viszkóz-eljárással előállított nagy szakítószilárdságú és nedves modulusú regenerált cellulózszál. A szakítószilárdság (BC) szabványos állapotban és az 5 %-os megnyúláshoz szükséges erő (BM) nedves állapotban a következők:
                  
                               
                           
                           
                              BC (cN) ≥ 1,3 
                           
                        
                               
                           
                           
                              BM (cN) ≥ 0,5 
                           
                        ahol T az átlagos lineáris sűrűség decitexben
               
            
                  23.
               
               
                  fehérjeszál
               
               
                  természetes fehérjéből nyert, a megfelelő kémiai műveletekkel regenerált és stabilizált szál
               
            
                  24.
               
               
                  triacetát
               
               
                  cellulóz-acetát szál, amelyben a hidroxil-csoportoknak legalább a 92 %-a acetilezett
               
            
                  25.
               
               
                  viszkóz
               
               
                  viszkóz-eljárással készült, regenerált cellulózból álló végtelen és vágott szál
               
            
                  26.
               
               
                  akril
               
               
                  olyan lineáris makromolekulákból előállított szál, amelynek lánca legalább 85 tömegszázalék akrilnitrilből épül fel
               
            
                  27.
               
               
                  poliklorid
               
               
                  olyan lineáris makromolekulából előállított szál, amelynek lánca több mint 50 tömegszázalék vinilklorid vagy vinilidénklorid monomer egységeket tartalmazó makromolekulákból áll
               
            
                  28.
               
               
                  fluorszál
               
               
                  lineáris makromolekulákból álló szál, amelyet alifás fluorkarbon monomerekből nyernek
               
            
                  29.
               
               
                  modakril
               
               
                  lineáris makromolekulákból álló szál, amelynek láncai 50 %-nál több, de 85 %-nál kevesebb tömegszázaléknyi akrilnitrilből épülnek fel
               
            
                  30.
               
               
                  poliamid vagy nejlon
               
               
                  a láncban legalább 85 %-ban alifás vagy ciklo-alifás egységekhez kapcsolódó, ismétlődő amidkötéseket tartalmazó szintetikus, lineáris makromolekulákból álló szál
               
            
                  31.
               
               
                  aramid
               
               
                  szintetikus lineáris makromolekulákból álló szál, amely aromás csoportokhoz kapcsolódó amid- vagy imidkötésekből áll, amelyeknek legalább 85 %-a közvetlenül kapcsolódik két aromás gyűrűhöz, és az esetlegesen jelenlevő imidkötések száma nem haladja meg az amidkötésekét
               
            
                  32.
               
               
                  poliimid
               
               
                  szintetikus lineáris makromolekulákból álló szál, amely ismétlődő imidegységeket tartalmaz
               
            
                  33.
               
               
                  lyocell
               
               
                  szerves oldószerrel (szerves anyagok és víz keveréke) és oldatból történő szálképzési eljárással, származékok képződése nélkül előállított regenerált cellulózszál
               
            
                  34.
               
               
                  polilaktid
               
               
                  a láncban legalább 85 tömegszázalék, természetesen előforduló cukrokból származó tejsavészter-egységet tartalmazó, lineáris makromolekulákból álló szál, amelynek olvadási hőmérséklete legalább 135 °C
               
            
                  35.
               
               
                  poliészter
               
               
                  olyan lineáris makromolekulákból álló szál,amelynek láncai legalább 85 tömegszázalékban diol- és tereftálsavészterből állnak
               
            
                  36.
               
               
                  polietilén
               
               
                  nem helyettesített, alifás szénhidrogénekből összetevődő, telített lineáris makromolekulákból álló szál
               
            
                  37.
               
               
                  polipropilén
               
               
                  szálak lineárisan telített alifás szénhidrogénekből, amelyek minden második szénatomjához egy izotaktikus elrendezésű metilcsoport kapcsolódik további helyettesítés nélkül
               
            
                  38.
               
               
                  polikarbamid
               
               
                  lineáris makromolekulákból álló szál, amelynek lánca ismétlődő, karbamidilén (NH-CO-NH) funkciós csoportot tartalmaz
               
            
                  39.
               
               
                  poliuretán
               
               
                  olyan lineáris makromolekulákból álló szál, amelynek láncai ismétlődő funkcionális uretáncsoportokkal rendelkeznek
               
            
                  40.
               
               
                  vinilszál
               
               
                  lineáris makromolekulákból álló szál, amelynek láncai különböző acetálozási fokú polivinilalkoholból épülnek fel
               
            
                  41.
               
               
                  trivinil
               
               
                  akrilnitril terpolimerből, egy klórozott vinil-monomerből és egy harmadik vinil-monomerből álló szál, amelyek közül egyik részaránya sem éri el a teljes tömeg 50 %-át
               
            
                  42.
               
               
                  elasztodién
               
               
                  természetes vagy szintetikus poli-izoprénből, vagy egy vagy több vinil monomerrel vagy anélkül polimerizált egy vagy több diénből álló elasztikus szál, amely eredeti hosszának háromszorosára kinyújtva, majd elengedve rövid idő alatt visszanyeri megközelítőleg eredeti hosszát
               
            
                  43.
               
               
                  elasztán
               
               
                  tömegének legalább 85 %-ában szegmentált poliuretánból álló elasztikus szál, amely eredeti hosszának háromszorosára kinyújtva, majd elengedve rövid idő alatt visszanyeri megközelítőleg eredeti hosszát
               
            
                  44.
               
               
                  üvegszál
               
               
                  üvegből készült szál
               
            
                  45.
               
               
                  elaszto-multiészter
               
               
                  két vagy több, vegyileg megkülönböztethető lineáris makromolekula (amelyek egyike sem haladja meg a teljes tömeg 85 %-át) kölcsönhatása által, két vagy több megkülönböztethető szakaszban létrehozott szál, amelyben az észtercsoport alkotja a meghatározó egységnyi mennyiséget (legalább 85 %), és amely – megfelelő kezelést követően – eredeti hosszának másfélszeresére kinyújtva, majd elengedve, rövid idő alatt lényegében visszanyeri eredeti hosszát
               
            
                  46.
               
               
                  elasztolefin
               
               
                  legalább 95 %-ban (tömegszázalékban) részben keresztkötéseket tartalmazó makromolekulákból álló, etilénből és legalább egy másik olefinből előállított szál, amely eredeti hosszának másfélszeresére kinyújtva, majd elengedve rövid idő alatt lényegében visszanyeri eredeti hosszát
               
            
                  47.
               
               
                  melamin
               
               
                  tömegének legalább 85 %-ában keresztkötéseket tartalmazó, melamin-származékok alkotta makromolekulákból álló szál
               
            
                  48.
               
               
                  elnevezés annak az anyagnak megfelelően, amelyből a szálak összetevődnek, pl. fém (fémes, fémezett), azbeszt, papír, „fonal” vagy „szál” kiegészítéssel vagy anélkül
               
               
                  különböző vagy újszerű anyagból készült szálak, amelyek az előzőekben nincsenek felsorolva
               
            
   
      II. MELLÉKLET
      
         Új textilszál-elnevezésre vonatkozó kérelem műszaki dokumentációjára vonatkozó minimumkövetelmények
      
      (lásd a 6. cikket)
      A 6. cikkben előírt, valamely új textilszál-elnevezés I. mellékletben szereplő jegyzékbe történő felvételére vonatkozó kérelemhez csatolandó műszaki dokumentáció legalább az alábbi információkat tartalmazza:
      
                  1.
               
               
                  A textilszál javasolt elnevezése:
                  A javasolt elnevezés kapcsolódjon a kémiai összetételhez, és adott esetben adjon tájékoztatást a szál jellemzőiről. A javasolt elnevezés legyen szellemi tulajdonjogoktól mentes, és ne kapcsolódjon gyártóhoz.
               
            
                  2.
               
               
                  A textilszál javasolt meghatározása:
                  Az új textilszál meghatározásában szereplő jellemzők, mint például a rugalmasság, legyen vizsgálati módszerekkel igazolható, amelyeket a műszaki dokumentációban az elemzések kísérleti eredményeivel együtt meg kell adni.
               
            
                  3.
               
               
                  A textilszál azonosítása: kémiai képlet, eltérések a meglévő textilszálakhoz képest, valamint adott esetben olyan részletes adatok, mint az olvadáspont, a sűrűség, a törésmutató, az égési jellemzők és a FTIR-spektrum.
               
            
                  4.
               
               
                  A szálösszetétel számításakor alkalmazandó javasolt megengedett eltérés.
               
            
                  5.
               
               
                  Kielégítő mértékben kidolgozott azonosítási és mennyiségi meghatározási módszerek, ezen belül kísérleti adatok:
                  
                               
                           
                           
                              A kérelmező értékeli annak lehetőségét, hogy az e rendelet VIII. mellékletében felsorolt módszereket vagy az e melléklet által bevezetett harmonizált szabványokat alkalmazzák a kereskedelemben várhatóan a leggyakrabban előforduló, az új textilszál és más textilszálak által alkotott keverékek elemzésére, és e módszerek közül legalább egyre javaslatot tesz. Azon módszereknél vagy harmonizált szabványoknál, amelyek esetében a textilszál oldhatatlan komponensnek tekinthető, a kérelmező értékeli az új textilszál tömegveszteségére vonatkozó korrekciós tényezőt. A kérelemmel együtt minden kísérleti adatot be kell nyújtani.
                           
                        
                               
                           
                           
                              Amennyiben az e rendeletben felsorolt módszerek nem megfelelők, a kérelmező megfelelő indoklással szolgál, és új módszerre tesz javaslatot.
                           
                        
                               
                           
                           
                              A kérelemnek tartalmaznia kell a javasolt módszerre vonatkozó valamennyi kísérleti adatot. A dokumentációban meg kell adni a módszerek pontosságára, stabilitására és megismételhetőségére vonatkozó adatokat.
                           
                        
            
                  6.
               
               
                  Az új szállal szembeni lehetséges allergiás reakciókkal vagy annak az emberi egészségre gyakorolt más káros hatásaival kapcsolatban rendelkezésre álló tudományos információk, beleértve az ezek felmérésére irányuló vizsgálatok eredményeit, a vonatkozó uniós jogszabályoknak megfelelően.
               
            
                  7.
               
               
                  A kérelmet alátámasztó kiegészítő információk: előállítási folyamat, jelentőség a fogyasztók szempontjából.
               
            A gyártónak vagy a nevében eljáró személynek reprezentatív mintákat kell benyújtania a tiszta új textilszálból és a megfelelő textilszálkeverékekből, amelyeken el lehet végezni a javasolt azonosítási és mennyiségi meghatározási módszerek validálását. A Bizottság a gyártótól vagy a gyártó nevében eljáró személytől az adott szálkeverékekből további mintákat kérhet.
   
   
      III. MELLÉKLET
      
         A 8. cikk (1) bekezdésében említett elnevezések
      
      —   bolgár nyelven: „необработена вълна”,
      —   spanyol nyelven: „lana virgen” vagy „lana de esquilado”,
      —   cseh nyelven: „střižní vlna”,
      —   dán nyelven: „ren, ny uld”,
      —   német nyelven: „Schurwolle”,
      —   észt nyelven: „uus vill”,
      —   görög nyelven: „παρθένο μαλλί”,
      —   angol nyelven: „fleece wool” vagy „virgin wool”,
      —   francia nyelven: „lame vierge” vagy „lame de tonte”,
      —   ír nyelven: „olann lomra”,
      —   olasz nyelven: „lana vergine” vagy „lana di tosa”,
      —   lett nyelven: „pirmlietojuma vilna” vagy „cirptā vilna”,
      —   litván nyelven: „natūralioji vilna”,
      —   magyar nyelven: „élőgyapjú”,
      —   máltai nyelven: „suf verġni”,
      —   holland nyelven: „scheerwol”,
      —   lengyel nyelven: „żywa wełna”,
      —   portugál nyelven: „lã virgem”,
      —   román nyelven: „lână virgină”,
      —   szlovák nyelven: „strižná vlna”,
      —   szlovén nyelven: „runska volna”,
      —   finn nyelven: „uusi villa”,
      —   svéd nyelven: „ny ull”.
   
   
      IV. MELLÉKLET
      
         Egyes textiltermékek címkézésére és jelölésére vonatkozó különleges rendelkezések
      
      (lásd a 13. cikket)
      
                  Termékek
               
               
                  Címkézési és jelölési előírások
               
            
                  
                              1.
                           
                           
                              Az alábbi fűzőipari termékek:
                           
                        
               
                  A szálösszetételt a teljes termék vagy a felsorolt alkotórészek összetételének átfogóan vagy külön-külön történő feltüntetésével kell a címkén és a jelölésen megjelölni:
               
            
                  
                              a)
                           
                           
                              Melltartók
                           
                        
               
                  a kosár és a hátrész felületének külső és belső anyaga
               
            
                  
                              b)
                           
                           
                              Derékfűzők és csípőszorítók
                           
                        
               
                  az elülső, hátsó és oldalsó elemek
               
            
                  
                              c)
                           
                           
                              Egész fűzők
                           
                        
               
                  a kosár felületének külső és belső anyaga, az elülső és hátsó merevítő elemek és az oldalsó elemek
               
            
                  
                              2.
                           
                           
                              A fentiekben fel nem sorolt más fűzőipari termékek
                           
                        
               
                  A szálösszetételt a teljes termék vagy a termék különböző alkotórészei összetételének globális vagy külön-külön történő feltüntetésével kell megjelölni. Ez a címkézés nem kötelező a termék össztömegének 10 %-át el nem érő komponensek esetén.
               
            
                  
                              3.
                           
                           
                              Valamennyi fűzőipari termék
                           
                        
               
                  A fűzőipari termékek különböző részeinek külön címkézését és jelölését úgy kell megoldani, hogy a felhasználó könnyen megérthesse, a termék mely részeire vonatkoznak a címkén vagy jelölésen található különféle információk.
               
            
                  
                              4.
                           
                           
                              Maratott nyomású textíliák
                           
                        
               
                  A szálösszetételt a termék egészére kell megadni, és az alapkelme és a maratott részek összetételét külön-külön is fel lehet tüntetni. Ezeket az összetevőket meg kell nevezni.
               
            
                  
                              5.
                           
                           
                              Hímzett textíliák
                           
                        
               
                  A szálösszetételt a termék egészére kell megadni, az alapkelme és a hímzőcérna összetételét pedig külön-külön is fel lehet tüntetni. Ezeket az összetevőket meg kell nevezni. Ez a címkézés vagy jelölés csak azokra a hímzett részekre kötelező, amelyek a termék felületének legalább 10 %-át elérik.
               
            
                  
                              6.
                           
                           
                              A különböző szálösszetételű magfonalból és burkolófonalból álló és a fogyasztók számára ilyen módon forgalmazásra kínált körülfont fonalak
                           
                        
               
                  A szálösszetételt a termék egészére kell megadni, továbbá a magfonal és burkolófonal összetételét külön-külön is fel lehet tüntetni. Ezeket az összetevőket meg kell nevezni.
               
            
                  
                              7.
                           
                           
                              Bársony és plüss, illetve a bársony vagy plüss jellegű textíliák
                           
                        
               
                  A szálösszetételt a termék egészére kell megadni, de ha a termék jól elkülönülő alapkelméje és hasznos felülete különböző szálasanyagokból készült, külön-külön is meg lehet adni ezekre az összetevőkre. Ezeket az összetevőket meg kell nevezni.
               
            
                  
                              8.
                           
                           
                              Padlóburkolatok és szőnyegek, amelyek alapkelméje és hasznos felülete különböző szálasanyagból készült
                           
                        
               
                  A szálösszetétel megadható kizárólag a hasznos felületre vonatkozóan is. A hasznos felületet meg kell nevezni.
               
            
   
      V. MELLÉKLET
      
         Azon textiltermékek, amelyekre a kötelező címkézés és jelölés nem vonatkozik
      
      (lásd a 17. cikk (2) bekezdését)
      
                  1.
               
               
                  Ingujj-rögzítő
               
            
                  2.
               
               
                  Óraszíj textilanyagból
               
            
                  3.
               
               
                  Címkék és jelvények
               
            
                  4.
               
               
                  Textilanyagokból készült bélelt edényfogók
               
            
                  5.
               
               
                  Kávéskanna melegítő
               
            
                  6.
               
               
                  Teáskanna melegítő
               
            
                  7.
               
               
                  Ruhaujjvédők
               
            
                  8.
               
               
                  Muff nem bolyhos kelmékből
               
            
                  9.
               
               
                  Művirágok
               
            
                  10.
               
               
                  Tűpárnák
               
            
                  11.
               
               
                  Festett vászonkép
               
            
                  12.
               
               
                  Textiltermékek erősítés és merevítés céljára
               
            
                  13.
               
               
                  Használt konfekcionált textiltermékek, amennyiben azok kifejezetten így vannak megnevezve
               
            
                  14.
               
               
                  Lábszárvédők
               
            
                  15.
               
               
                  Csomagolóanyag, amely nem újként kerül eladásra
               
            
                  16.
               
               
                  Szattyán bőráru és textilanyagból készült nyereg
               
            
                  17.
               
               
                  Textilanyagokból készült utazási cikkek
               
            
                  18.
               
               
                  Kész vagy készítendő kézi hímzésű faliszőnyegek és az elkészítésükhöz szükséges anyagok, beleértve a hímzőcérnát, amelyet a hímzővászontól külön árusítanak, és kimondottan faliszőnyegekhez való alkalmazásra kínálnak
               
            
                  19.
               
               
                  Húzózárak
               
            
                  20.
               
               
                  Textilanyaggal behúzott gombok és csatok
               
            
                  21.
               
               
                  Textilanyagokból készült könyvborítók
               
            
                  22.
               
               
                  Játékszerek
               
            
                  23.
               
               
                  Cipőáru textil részei
               
            
                  24.
               
               
                  Több darabból álló, 500 cm2-t meg nem haladó felületű tálalátétek
               
            
                  25.
               
               
                  Edényfogók és edényfogó kesztyűk
               
            
                  26.
               
               
                  Tojásmelegítő fedél
               
            
                  27.
               
               
                  Kozmetikai táskák
               
            
                  28.
               
               
                  Textilből készült dohányzacskók
               
            
                  29.
               
               
                  Textilből készült szemüvegtokok, cigaretta- és szivartartók, tokok öngyújtó és fésű számára
               
            
                  30.
               
               
                  Legfeljebb 160 cm2 felületű tokok mobiltelefonok és hordozható médialejátszók számára
               
            
                  31.
               
               
                  Sport védőeszközök, a kesztyűk kivételével
               
            
                  32.
               
               
                  Piperetáskák
               
            
                  33.
               
               
                  Cipőtisztító készlethez való táskák
               
            
                  34.
               
               
                  Temetkezési termékek
               
            
                  35.
               
               
                  Egyszer használatos termékek, a vatta kivételével
               
            
                  36.
               
               
                  Az Európai Gyógyszerkönyv hatálya alá eső, abban hivatkozott textiltermékek, nem egyszer használatos gyógyászati és ortopédiai kötések, és általában az ortopédiai textiltermékek
               
            
                  37.
               
               
                  A VI. melléklet 12. pontjában felsorolt textiltermékek, beleértve a zsinórokat, köteleket és zsinegeket, amelyek szokásos használata a következő:
                  
                              a)
                           
                           
                              berendezés alkatrészeként termékek gyártásánál és feldolgozásánál;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              beépített részként gépekhez, szerelvényekhez (pl. fűtés, légkondicionálás vagy világítás), háztartási és más berendezésekhez, járművekhez és más közlekedési eszközökhöz vagy azok működtetésére, karbantartására, vagy felszereléseire, ha azok nem ponyvaborítók és textilből készült járműtartozékok, amelyeket nem a járművel együtt értékesítenek
                           
                        
            
                  38.
               
               
                  Textiltermékek védő és biztonsági céllal, mint a biztonsági övek, ejtőernyők, mentőmellények, tűzoltó csúszdák, tűzoltó eszközök, golyóálló mellények és speciális védőruhák (pl. tűz, vegyi anyagok és egyéb kockázati tényezők elleni védelem)
               
            
                  39.
               
               
                  Túlnyomásos levegővel kifeszített szerkezetek (pl. sportcsarnokok, kiállítási csarnokok vagy raktárak céljára), feltéve, hogy mellékelik a teljesítményére és műszaki előírásaira vonatkozó információt
               
            
                  40.
               
               
                  Vitorlák
               
            
                  41.
               
               
                  Állatok számára készített ruházat
               
            
                  42.
               
               
                  Zászlók és lobogók
               
            
   
      VI. MELLÉKLET
      
         Textiltermékek, amelyek esetében elegendő az átfogó címkézés
      
      (lásd a 17. cikk (3) bekezdését)
      
                  1.
               
               
                  Felmosórongy
               
            
                  2.
               
               
                  Tisztítókendő
               
            
                  3.
               
               
                  Szegélyek és bordűrök
               
            
                  4.
               
               
                  Rojt
               
            
                  5.
               
               
                  Övek
               
            
                  6.
               
               
                  Nadrágtartók
               
            
                  7.
               
               
                  Harisnya- és zoknitartók
               
            
                  8.
               
               
                  Cipőfűző
               
            
                  9.
               
               
                  Szalagok
               
            
                  10.
               
               
                  Gumirugalmas szalagok
               
            
                  11.
               
               
                  Új csomagolóanyagok, amelyek ilyen célból kerülnek értékesítésre
               
            
                  12.
               
               
                  Csomagoló és mezőgazdasági zsinórok, zsinegek és kötelek, amelyek nem tartoznak az V. melléklet 37. pontja alá (1)
                  
               
            
                  13.
               
               
                  Tálalátétek
               
            
                  14.
               
               
                  Zsebkendők
               
            
                  15.
               
               
                  Kontyhálók és hajhálók
               
            
                  16.
               
               
                  Gyermeknyakkendők és csokornyakkendők
               
            
                  17.
               
               
                  Előkék, mosdókesztyűk és arctörlő kendők
               
            
                  18.
               
               
                  Varró-, stoppoló- és hímzőcérna kiskereskedelmi forgalmazásra, kis kiszerelésben, 1 grammos vagy annál kisebb nettó tömeggel
               
            
                  19.
               
               
                  Függönyökhöz, sötétítőfüggönyökhöz és redőnyökhöz való szalagok
               
            
         (1)  Az ezen bejegyzés alá tartozó és vágott hosszúságban árult termékek tekintetében az átfogó címkézésnek a tekercs átfogó címkéjének kell lennie. Az ezen bejegyzés alá tartozó zsinegek és kötelek magukban foglalják a hegymászáshoz és vízi sportokhoz használatosakat is.
   
   
      VII. MELLÉKLET
      
         A szálösszetétel meghatározásánál figyelmen kívül hagyható tételek
      
      (lásd a 19. cikk (2) bekezdését)
      
                  Termékek
               
               
                  Kizárt tételek
               
            
                  
                              a)
                           
                           
                              Valamennyi textiltermék
                           
                        
               
                  
                              i.
                           
                           
                              Nem textil alkotórészek, textiltermék szerves részét nem képző szövetszegélyek, címkék, jelvények, szegélyek és bordűrök, textilbevonatú gombok és csatok, a termék külön meghatározott és korlátozott részein bedolgozott kiegészítők, díszítések, nem rugalmas szalagok, rugalmas cérnák és szalagok, továbbá a 10. cikkben meghatározott feltételeknek megfelelően a pusztán díszítő, illetve az elektromos feltöltődést gátló, látható, esetlegesen eltávolítható szálak.
                           
                        
                              ii.
                           
                           
                              Zsírok, kötőanyagok, nehezítő-, írező- és appretálószerek, impregnálószerek, a színezés és nyomás segédanyagai, valamint a textilfeldolgozás során felhasznált egyéb termékek.
                           
                        
            
                  
                              b)
                           
                           
                              Padlóburko-latok és szőnyegek
                           
                        
               
                  Minden hasznos felületen kívül eső egyéb komponens
               
            
                  
                              c)
                           
                           
                              Bútorszövetek
                           
                        
               
                  Kötő- és töltőláncok és vetülékek, amelyek nem képezik a hasznos felület részét
               
            
                  
                              d)
                           
                           
                              Dekorációs anyagok és függönyök
                           
                        
               
                  A kötő- és töltőláncok és vetülékek, amelyek nem képzik a hasznos felület részét
               
            
                  
                              e)
                           
                           
                              Zoknik
                           
                        
               
                  A szárnál használt egyéb gumírozott cérna, valamint az orrnál és a saroknál merevítésre és megerősítésre alkalmazott cérnák
               
            
                  
                              f)
                           
                           
                              Harisnyák
                           
                        
               
                  A derékrésznél használt egyéb gumírozott cérna, valamint az orrnál és a saroknál merevítésre és megerősítésre alkalmazott cérnák
               
            
                  
                              g)
                           
                           
                              A b)–f) pontokban felsoroltakon kívüli textiltermékek
                           
                        
               
                  Alap vagy alátét kelmék, merevítő és erősítő kelmék, közbélések és vászonmerevítők, tűző és fércelő cérnák, kivéve, ha ezek helyettesítik a szövet láncát, illetve vetülékfonalát, a hőszigetelő funkcióval nem rendelkező töltőanyagok, és a 11. cikk (2) bekezdésének megfelelően a bélésanyagok.
                  E rendelkezés alkalmazásában:
                  
                              i.
                           
                           
                              a textiltermékek alapkelméje, amelyik a hasznos felület béléseként szolgál, különösen takarókban és kettős szövetekben, valamint a bársony vagy plüss kelmék és hasonló termékek alsó rétege nem minősül eltávolítandó bélésnek;
                           
                        
                              ii.
                           
                           
                              a „merevítő és erősítő kelmék” kifejezés alatt a textiltermékek meghatározott és korlátozott részein található, azok erősítésére illetve merevítésére vagy vastagítására szolgáló fonalak vagy anyagok értendők.
                           
                        
            
   
      VIII. MELLÉKLET
      
         Két- és háromkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének módszerei
      
      (lásd a 19. cikk (1) bekezdését)
      1.   FEJEZET
      I.   A laboratóriumi vizsgálati minták és a próbadarabok előkészítése textiltermékek szálösszetételének meghatározása céljából
      
      1.   ALKALMAZÁSI TERÜLET
      Ez a fejezet megadja azokat az eljárásokat, amelyekkel kivehetők a laboratóriumi mintákból a megfelelő nagyságú (azaz 100 g-nál nem nagyobb tömegű) laboratóriumi vizsgálati minták a mennyiségi elemzést megelőző előkezelésekhez, valamint kiválaszthatók a próbadarabok a laboratóriumi vizsgálati mintákból, amelyek előkezelése már megtörtént a nemszálasanyagok eltávolítása céljából (1).
      2.   FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
      2.1.   Tétel
      Az az anyagmennyiség, amelyet egy vizsgálatieredmény-sorozat alapján értékelünk. Ennek tartalma lehet például egy kelmeszállítmány összes anyaga, egy adott lánchengerről szőtt összes szövet, egy fonalszállítmány, egy vagy több bála nyers szálasanyag.
      2.2.   Laboratóriumi minta
      A tételnek az a része, amely reprezentálja a teljes mennyiséget, és a laboratórium rendelkezésére áll. A laboratóriumi minta mennyiségét és tartalmát úgy kell megválasztani, hogy jól reprezentálja a szállítmányon belüli ingadozásokat, és könnyen kezelhető legyen a laboratóriumban (2).
      2.3.   Laboratóriumi vizsgálati minta
      A laboratóriumi minta része, amelyből az előkezelés során eltávolítjuk a nemszálasanyagot, és amelyből a próbadarabokat kivesszük. A laboratóriumi vizsgálati minta mennyiségét és tartalmát úgy kell megválasztani, hogy jól reprezentálja a laboratóriumi mintán belüli ingadozásokat (3).
      2.4.   Próbadarab
      Az anyagnak a laboratóriumi vizsgálati mintából származó azon része, amely egy vizsgálati eredményt ad.
      3.   ALAPELV
      A laboratóriumi vizsgálati mintát úgy választjuk ki, hogy az reprezentálja a laboratóriumi mintát.
      A próbadarabokat úgy vesszük ki a laboratóriumi vizsgálati mintából, hogy azok mindegyike reprezentálja a laboratóriumi vizsgálati mintát.
      4.   MINTAVÉTEL LAZA SZÁLAKBÓL
      4.1.   Irányítatlan szálak
      Állítsuk össze a laboratóriumi vizsgálati mintát a laboratóriumi mintából véletlenszerűen kivett szálcsomókból. Alaposan keverjük össze a teljes laboratóriumi vizsgálati mintát egy laboratóriumi kártoló segítségével (4). Végezzük el a fátyol vagy a keverék, valamint a lehulló és a keverő eszközre tapadt szálak előkezelését. Ezután vegyük ki a próbadarabokat a fátyolból vagy keverékből, a lehulló szálakból és a keverő eszközre tapadt szálakból a megfelelő tömegarányban.
      Ha a kártolt fátyol az előkezelés után sértetlen marad, a próbadarabokat a 4.2. pontban leírt módon vegyük ki. Ha az előkezelés során a kártolt fátyol szétbomlik, minden próbadarabhoz húzzunk ki véletlenszerűen legalább 16 megfelelő, közel azonos méretű kis szálcsomót, és egyesítsük azokat.
      4.2.   Irányított szálak (kártolt fátylak, szalagok, előfonalak)
      Vágjunk ki a laboratóriumi minta véletlenszerűen kiválasztott részeiből legalább 10, egyenként kb. 1 g-os részt, teljes keresztmetszetben. Végezzük el az így kialakított laboratóriumi vizsgálati minta előkezelését. Egyesítsük újra a keresztmetszeti vágatokat, az oldalukkal egymás mellé helyezve őket, majd vágjuk le belőle a próbadarabot úgy, hogy mind a 10 darabból kerüljön bele egy rész.
      5.   MINTAVÉTEL FONALBÓL
      5.1.   Kiszerelt fonalak
      Mintázzuk meg a laboratóriumi minta minden kiszerelési egységét.
      Húzzunk le minden kiszerelési egységről folyamatosan elegendő, azonos hosszúságú fonalat úgy, hogy azonos számú fordulattal készítsünk motringokat egy motollával (5) vagy egy hasonló eszközzel. Egyesítsük egyetlen motringgá a lecsévélt fonalakat, ügyelve arra, hogy minden kiszerelési egységről azonos hosszúságú fonal kerüljön az így létrehozott laboratóriumi vizsgálati mintába.
      Végezzük el a laboratóriumi vizsgálati minta előkezelését.
      Vegyünk ki próbadarabokat a laboratóriumi vizsgálati mintából úgy, hogy vágjunk ki egyenlő hosszúságú fonalakból álló kötegeket, ügyelve arra, hogy a motring a minta összes szálát tartalmazza.
      Ha a fonal lineáris sűrűségének egysége t és a laboratóriumi mintába kiválasztott kiszerelési egységek száma n, akkor egy 10 g-os vizsgálati mintához minden egyes kiszerelési egységből 106/nt cm hosszúságú darabot kell lehúzni.
      Ha az nt értéke magas, azaz több mint 2 000, akkor egy nagyobb tömegű motringot csévéljünk fel, és azt két helyen vágjuk át, hogy megfelelő tömegű köteget kapjunk. A kötegformájú minta végeit az előkezelés előtt gondosan össze kell kötözni, a próbadarabokat a kötés helyétől távol vegyük ki.
      5.2.   Láncfonal
      A laboratóriumi vizsgálati mintát úgy vegyük ki, hogy vágjunk le legalább egy 20 cm-es darabot a lánchenger végéből, minden fonalból, kivéve a szövetszegély fonalait. Kötözzük össze a fonalköteget az egyik vége közelében. Ha a minta túl nagy az előkezeléshez, bontsuk fel két vagy több részre, mindegyiket kötözzük össze az előkezeléshez, majd egyesítsük újra a külön-külön előkezelt részeket. A laboratóriumi vizsgálati minta összekötött végétől távolabb eső vég felől vágjunk ki egy megfelelő hosszúságú próbadarabot, úgy, hogy a kötegben található összes láncfonal benne legyen. N számú, t finomságú fonalból álló lánc esetén az 1 g tömegű próbadarab hossza 105/Nt cm lesz.
      6.   MINTAVÉTEL KELMÉBŐL
      6.1.   Mintavétel olyan laboratóriumi mintából amely egyetlen, a kelmét reprezentáló vágatot tartalmaz
      Vágjunk ki egy átlós sávot egyik saroktól a másikig és távolítsuk el a szövetszegélyt. Ez a sáv a laboratóriumi vizsgálati minta. Egy „x” g tömegű laboratóriumi vizsgálati minta előállításához a sáv területe x104/G cm2 ahol G a kelme területi sűrűsége g/m2-ben kifejezve.
      Végezzük el a laboratóriumi vizsgálati minta előkezelését, majd vágjuk rézsútosan négy egyenlő részre, és helyezzük egymásra a részeket. Vegyük ki a próbadarabokat a rétegezett anyag tetszőleges részéből, az összes réteg átvágásával úgy, hogy minden próbadarab azonos hosszúságú darabot tartalmazzon minden rétegből.
      Ha a kelme szőtt mintázatú, a laboratóriumi vizsgálati minta szélessége, a lánciránnyal párhuzamosan mérve, nem lehet kisebb, mint egy mintaelem hossza láncirányban. Ha ennek a feltételnek a teljesítésével a laboratóriumi vizsgálati minta túl nagy ahhoz, hogy egyben előkezeljük, vágjuk egyenlő részekre, végezzük el külön-külön az előkezelést, majd a próbadarabok kivétele előtt fektessük egymásra az egyes részeket, ügyelve arra, hogy a mintázat hasonló részei ne kerüljenek egymás fölé.
      6.2.   Mintavétel olyan laboratóriumi mintából, amely több vágatot tartalmaz
      Kezeljünk minden vágatot a 6.1. pontban megadottak szerint, és külön adjunk meg minden eredményt.
      7.   MINTAVÉTEL FELDOLGOZOTT ÉS KÉSZTERMÉKBŐL
      A laboratóriumi minta rendszerint a teljes feldolgozott vagy késztermék, vagy annak egy reprezentatív része.
      Ha szükséges, határozzuk meg a termék eltérő, nem azonos szálösszetételű részeinek százalékarányát a 11. cikknek való megfelelés ellenőrzése céljából.
      Vegyük ki a laboratóriumi vizsgálati mintát, amely a feldolgozott vagy készterméknek azt a részét reprezentálja, amelynek összetételét a címkén fel kell tüntetni. Ha a terméken több címke van, akkor mindegyik – címkével jelölt – részből vegyünk ki egy reprezentatív laboratóriumi vizsgálati mintát.
      Ha a termék, amelynek összetételét meghatározzuk, nem egységes, szükséges lehet a termék minden egyes részéből kivenni egy laboratóriumi vizsgálati mintát, és meghatározni az eltérő részek egymáshoz viszonyított arányát a szóban forgó teljes termékre vonatkozóan.
      Ezután számítsuk ki a százalékokat, a megmintázott részek egymáshoz viszonyított arányának figyelembevételével.
      Végezzük el a laboratóriumi vizsgálati minták előkezelését.
      Ezután vegyük ki a próbadarabokat, amelyek reprezentálják az előkezelt laboratóriumi vizsgálati mintát.
      II.   Bevezetés a textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének módszereibe
      
      A szálkeverékek mennyiségi elemzésének módszerei két fő eljáráson alapulnak: a szálak kézi, illetve kémiai szétválasztásán.
      Ha lehetséges, a kézi szétválasztás módszerét alkalmazzuk, mivel ez általában pontosabb eredményeket ad, mint a kémiai módszer. A kézi szétválasztás módszere alkalmazható minden olyan textíliánál, ahol a szálköteget-, fonalat felépítő szálasanyagok nem alkotnak közvetlen (intim) keveréket, így pl. olyan fonalak esetében, amelyek több alkotóelemből állnak, és ezek mindegyike csak egy szálféleségből készült, vagy olyan szöveteknél, amelyekben a láncfonal más szálféleségből készült mint a vetülékfonal, vagy olyan felfejthető kötött kelméknél, amelyek különböző nyersanyagú fonalakból készültek.
      A mennyiségi kémiai elemzési módszerek általában az egyes komponensek szelektív kioldásán alapulnak. Az egyik komponens eltávolítása után megmérjük az oldhatatlan maradék tömegét, és a tömegveszteségből kiszámítjuk az oldható komponens részarányát. A mellékletnek ez az első része általános információkat nyújt az ezzel a módszerrel vizsgált összes szálkeverékre, amelyekkel e melléklet foglalkozik, tekintet nélkül az összetételükre. Ezt a részt a melléklet azon részeivel együtt kell használni, amelyek az egyes szálkeverékekre vonatkozó részletes eljárásokat tartalmazzák. Előfordul, hogy a vizsgálat más, a szelektív oldhatóságtól eltérő elven alapul, ilyenkor a megfelelő rész teljes részletességgel tartalmaz minden információt.
      A feldolgozás alatt álló szálkeverékek és – kisebb mértékben – a kész textiltermékek tartalmazhatnak természetes eredetű, vagy a feldolgozás megkönnyítésére hozzáadott nemszálasanyagokat, így zsírokat, viaszokat vagy segédanyagokat, valamint vízben oldható anyagokat. A nemszálasanyagokat az elemzés előtt el kell távolítani. Ezért adott egy módszer az olajok, zsírok, viaszok és vízoldható anyagok eltávolítására is.
      Ezenkívül a textíliák tartalmazhatnak gyantákat vagy más olyan anyagokat is, amelyeket azért alkalmaznak, hogy különleges tulajdonságokat kölcsönözzenek a textíliáknak. Az ilyen anyagok, amelyek közé kivételes esetben színezékek is tartozhatnak, zavarhatják a reagens oldható komponensekre gyakorolt hatását, és/vagy a reagensek részlegesen vagy teljesen eltávolíthatják ezeket. Az ilyen kísérő anyagok tehát hibákat okozhatnak, ezért a minta elemzése előtt el kell távolítani ezeket. Ha az ilyen kísérő anyagok eltávolítása nem lehetséges, akkor az ebben a mellékletben a mennyiségi kémiai elemzésre megadott módszerek nem alkalmazhatók.
      A színezett szálakban lévő színezék a szálak szerves részének tekinthető, és nem kell eltávolítani.
      A vizsgálatok a száraz tömeget veszik alapul, ezért adott egy eljárás a száraz tömeg meghatározására.
      Az eredmény úgy adódik, hogy minden egyes szálféleség száraz tömegét megnöveljük a IX. mellékletben felsorolt egyezményes nedvességtartalom-értékekkel.
      A vizsgálat előtt a keverékben lévő minden szálféleséget azonosítani kell. Néhány módszer esetében a keverék oldható komponensének/komponenseinek oldására alkalmazott reagensben a keverék oldhatatlan komponense is részlegesen oldódhat.
      A reagenseket lehetőleg úgy kell megválasztani, hogy ne legyen, vagy csak csekély hatásuk legyen az oldhatatlan szálakra. Ha tudjuk, hogy az elemzés során tömegveszteség lép fel, akkor az eredményt korrigálni kell; az erre vonatkozó korrekciós tényezők adottak. Ezeket a korrekciós tényezőket több laboratóriumban olyan módon határozták meg, hogy az előkezeléssel tisztított szálakat az elemzési módszernél előírt megfelelő reagenssel kezelték.
      Ezek a korrekciós tényezők csak a nem károsodott szálak esetében alkalmazhatók. Ezektől eltérő korrekciós tényezők is szükségessé válhatnak, ha a szálak a feldolgozás előtt vagy a feldolgozás során károsodtak. A megadott eljárások egyszeri meghatározásokra vonatkoznak.
      Mind a kézi szétválasztás, mind a kémiai szétválasztás esetében legalább két meghatározást kell végezni, külön próbadarabon.
      Ha nincs műszaki akadálya, a biztonság érdekében ajánlatos egy alternatív eljárást is elvégezni, amelyben először azt az alkotórészt oldjuk ki, amelyik maradék volt a standard módszerben.
      2.   FEJEZET
      
         EGYES KÉTKOMPONENSŰ TEXTILSZÁLKEVERÉKEK MENNYISÉGI ELEMZÉSÉNEK MÓDSZEREI
      
      I.   Általános információk a textilszálkeverékek kémiai úton történő mennyiségi elemzésére megadott módszerekről
      
      I.1.   ALKALMAZÁSI TERÜLET
      Minden egyes módszer alkalmazási területe meghatározza azokat a szálféleségeket, amelyekhez a módszer alkalmazható.
      I.2.   ALAPELV
      A keverék komponenseinek azonosítása után megfelelő előkezeléssel eltávolítjuk az idegenanyagokat, majd rendszerint szelektív kioldással eltávolítjuk az egyik komponenst (6). Az oldhatatlan maradékot megmérjük, és oldható komponens részarányát a tömegveszteségből kiszámítjuk. Ha nem jelent műszaki nehézséget, akkor lehetőleg a nagyobb részarányú szálkomponenst kell kioldani, így a kisebb részarányú szálkomponens lesz a maradék.
      I.3.   ESZKÖZÖK ÉS REAGENSEK
      I.3.1.   Eszközök
      I.3.1.1.   Üveg szűrőtégelyek és mérőedények, amelyek elég nagyok a tégelyek befogadására, vagy bármilyen más eszközök, amelyek azonos eredményeket adnak.
      I.3.1.2.   Szívópalack.
      I.3.1.3.   Exszikkátor, amely önindikáló szilikagélt tartalmaz.
      I.3.1.4.   Ventilációs szárítószekrény a próbadarabok 105 ± 3 °C-on történő szárításához.
      I.3.1.5.   0,0002 g-os pontosságú analitikai mérleg.
      I.3.1.6.   Soxhlet extraháló készülék vagy más olyan készülék, amely azonos eredményeket ad.
      I.3.2.   Reagensek.
      I.3.2.1.   Átdesztillált petroléter, forráspontja 40–60 °C között.
      I.3.2.2.   A többi reagenst az egyes módszerek ide vonatkozó pontjai adják meg.
      I.3.2.3.   Desztillált vagy ionmentesített víz.
      I.3.2.4.   Aceton.
      I.3.2.5.   Ortofoszforsav.
      I.3.2.6.   Karbamid.
      I.3.2.7.   Nátrium-bikarbonát.
      Minden felhasznált reagensnek vegytisztának kell lennie.
      I.4.   KONDICIONÁLÓ ÉS VIZSGÁLATI LÉGTÉR
      Mivel a száraz tömegeket határozzuk meg, nem kell a próbadarabot kondicionálni és nem szükséges a vizsgálatot klimatizált légtérben végezni.
      I.5.   LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATI MINTA
      Vegyük ki a laboratóriumi vizsgálati mintát úgy, hogy az reprezentálja a laboratóriumi nyers mintát, és az összes próbadarabhoz – amelyek mindegyike legalább 1 g – elegendő legyen.
      I.6.   A LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATI MINTA ELŐKEZELÉSE (7)
      
      Ha a keverékben olyan anyag található, amelyet a százalékszámításhoz nem kell figyelembe venni (lásd a 19. cikket), akkor azt először el kell távolítani egy olyan módszerrel, amely egy szálkomponensre sincs hatással.
      Ezért a petroléterrel és vízzel extrahálható nemszálasanyagokat távolítsuk el a laboratóriumi vizsgálati minta Soxhlet extraháló készülékben, petroléterrel, minimum 6 ciklus/óra sebességgel történő kezelésével. A petrolétert engedjük elpárologni a mintából, majd közvetlen kezeléssel extrahálunk, ami abból áll, hogy a laboratóriumi vizsgálati mintát szobahőmérsékleten egy órán keresztül vízben áztatjuk, majd ezt követően az áztatást egy további órán keresztül megismételjük 65 ± 5 °C hőmérsékletű vízben, a folyadékot időnként felkeverve. A folyadék és a laboratóriumi vizsgálati minta aránya 100:1 legyen. A felesleges vizet kipréseléssel, leszívatással vagy centrifugálással távolítsuk el a mintából, majd hagyjuk, hogy levegőn száradjon.
      Elasztolefint vagy elasztolefint és más szálasanyagot (gyapjú, állati szőr, selyem, pamut, len, valódi kender, juta, manilakender, alfafű, kókusz, seprűzanót, hócsalán, szizál, cupro, modál, fehérjeszál, viszkóz, akril, poliamid vagy nejlon, poliészter és elaszto-multiészter) tartalmazó textilszálkeverékek esetében az imént ismertetett eljárást kissé módosítani kell, azaz a petrolétert acetonnal kell felváltani.
      Az elasztolefint és acetátot tartalmazó kétkomponensű textilszálkeverékek esetében az alábbi eljárást kell előkezelésként alkalmazni. Extraháljuk a laboratóriumi vizsgálati mintát 80 °C-on 10 percig 25 g/l 50 %-os ortofoszforsavat és 50 g/l karbamidot tartalmazó oldattal. A folyadék és a laboratóriumi vizsgálati minta aránya 100:1 legyen. A laboratóriumi vizsgálati mintát mossuk ki vízben, majd távolítsuk el a vizet és mossuk le 0,1 %-os nátrium-bikarbonát oldattal, végezetül gondosan mossuk le vízzel.
      Ha a nemszálasanyag petroléterrel és vízzel nem vonható ki, a fentebb leírt vizes eljárást olyan megfelelő módszerrel kell helyettesíteni, amely a szál összetevőit nem változtatja meg számottevő mértékben. Némely fehérítetlen, természetes növényi rostot tartalmazó szál esetében (például juta vagy kókusz) megjegyzendő, hogy a petroléterrel és vízzel végzett normál előkezelés nem távolítja el az összes nem szálas anyagot; ennek ellenére nem alkalmazunk további előkezelést, hacsak a minta nem tartalmaz vízben és petroléterben egyaránt oldhatatlan appretálószereket.
      Az elemzésről készült jelentésnek részletesen ki kell térnie az alkalmazott előkezelési módszerekre.
      I.7.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
      I.7.1.   Általános információk
      I.7.1.1.   Szárítás
      Minden szárítás legalább 4 órán át, de 16 óránál nem tovább, ventilációs szárítószekrényben, zárt ajtónál, 105 ± 3 °C-on történjen. Ha a szárítási időtartam 14 óránál rövidebb, akkor a tömegállandóság megállapításához a próbadarabot ellenőrző mérésnek kell alávetni. A tömeg akkor tekinthető állandónak, ha további 60 perces szárítás után 0,05 %-nál kisebb a változása.
      A szűrőtégelyeket és a mérőedényeket, a mintákat vagy a maradékokat a szárítási, hűtési és mérési műveletek közben nem szabad puszta kézzel megérinteni.
      Szárítsuk a próbadarabokat mérőedényben, mellétéve a fedelét. A szárítás után a mérőedényt még a szárítószekrényből való kivétel előtt fedjük le, és gyorsan tegyük át az exszikkátorba.
      Szárítsuk a szűrőtégelyt mérőedényben, mellétéve a fedelét. A szárítás után fedjük le a mérőedényt, és gyorsan tegyük át az exszikkátorba.
      Ha a szűrőtégely helyett más eszközt használunk, akkor a szárítási műveleteket olyan módszerrel kell elvégezni a szárítószekrényben, amely lehetővé teszi a szálak száraz tömegének veszteség nélküli meghatározását.
      I.7.1.2.   Hűtés
      Minden hűtés a mérleg mellé állított exszikkátorban történjen addig, amíg a mérőedény teljesen lehűl, és ez nem lehet rövidebb 2 óránál.
      I.7.1.3.   Tömegmérés
      A hűtés után a mérőedény mérését az exszikkátorból kivéve 2 percen belül be kell fejezni. A mérést 0,0002 g-os pontossággal kell elvégezni.
      I.7.2.   Eljárás
      Vegyünk az előkezelt laboratóriumi vizsgálati mintából egy legalább 1 g tömegű próbadarabot. A fonalat vagy a kelmét vágjuk fel kb. 10 mm hosszúságú darabokra, és bontsuk szét amennyire lehetséges. Szárítsuk meg a próbadarabot mérőedényben, exszikkátorban hűtsük le, majd mérjük meg. Tegyük át a próbadarabot egy – a vonatkozó uniós módszer megfelelő részében megadott – üvegedénybe, ezután rögtön mérjük meg ismét a mérőedényt, és a különbségből számítsuk ki a próbadarab száraz tömegét. Fejezzük be a vizsgálatot az alkalmazott módszer megfelelő részében leírt módon. Vizsgáljuk meg a maradékot mikroszkóppal, így ellenőrizzük, hogy a kezeléssel valóban teljesen eltávolítottuk-e az oldható szálat.
      I.8.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
      Az oldhatatlan komponens tömegét a keverékben lévő szálak teljes tömegének százalékában fejezzük ki. Az oldható komponens százalékaránya különbségként adódik. Számítsuk ki a tiszta, száraz tömeg alapján az eredményeket, korrigálva ezeket először a) az egyezményes nedvességtartalom-értékekkel; majd b) azokkal a korrekciós tényezőkkel, amelyek az előkezelésnél és az elemzésnél fellépő veszteségek figyelembevételéhez szükségesek. A számításokat az I.8.2. pontban megadott képlet felhasználásával kell elvégezni.
      I.8.1.   Az oldhatatlan komponens százalékarányának számítása a tiszta, száraz tömeg alapján, a szál előkezelés alatt fellépő tömegveszteségének figyelembevétele nélkül.
      
         
      ahol:
      
                  P1 %
               
               
                  a tiszta, száraz oldhatatlan komponens százalékaránya,
               
            
                  m
               
               
                  a próbadarab száraz tömege az előkezelés után,
               
            
                  r
               
               
                  a maradék száraz tömege,
               
            
                  d
               
               
                  korrekciós tényező az oldhatatlan komponensnek a vizsgálat során a reagensben fellépő tömegveszteségének figyelembevételéhez. A „d” alkalmazandó értéke az egyes módszerek megfelelő szövegrészénél található meg.
               
            Természetesen „d” értékei normál értékek, amelyek csak a vegyileg sértetlen szálakra alkalmazhatók.
      I.8.2.   Az oldhatatlan komponens százalékarányának kiszámítása a tiszta, száraz tömeg alapján, az egyezményes tényezők és – amikor szükséges – az előkezelésnél fellépő tömegveszteség korrekciós tényezőinek figyelembevételével.
      
         
      ahol:
      
                  P1A
                      %
               
               
                  az oldhatatlan komponens százalékaránya, az egyezményes nedvességtartalom-értékkel és az előkezelésnél fellépő tömegveszteséggel korrigálva,
               
            
                  P1
                  
               
               
                  a tiszta, száraz oldhatatlan komponens százalékaránya, az I.8.1. pontban megadott képlettel számolva,
               
            
                  a1
                  
               
               
                  az oldhatatlan komponens egyezményes nedvességtartalom-értéke (lásd a IX. mellékletet),
               
            
                  a2
                  
               
               
                  az oldható komponens egyezményes nedvességtartalom-értéke (lásd a IX. mellékletet),
               
            
                  b1
                  
               
               
                  az oldhatatlan komponens százalékos tömegvesztesége az előkezelés során,
               
            
                  b2
                  
               
               
                  az oldható komponens százalékos tömegvesztesége az előkezelés során.
               
            A második komponens százalékaránya P2A % = 100 – P1A %.
      Speciális előkezelés alkalmazása esetén a b1 és a b2 értékét lehetőleg úgy határozzuk meg, hogy minden tiszta szálalkotórészt alávetünk az elemzés során alkalmazott előkezelésnek. Tiszta szálaknak azok a szálak tekinthetők, amelyek mentesek minden nemszálasanyagtól, kivéve azokat az anyagokat, amelyeket rendes körülmények között tartalmaznak (akár a természetüknél fogva, akár a gyártási eljárásuk miatt) abban az állapotban (fehérítetlen, fehérített), amelyben a vizsgált anyag van.
      Ha nem állnak rendelkezésre külön-külön azok a tiszta szálalkotórészek, amelyeket a vizsgált anyag előállításához használtak, akkor azokat a b1 és b2 átlagértékeket alkalmazzuk, amelyeket a vizsgált keverékben találhatókhoz hasonló tiszta szálak vizsgálatával határoztak meg.
      Ha a normál petroléteres és vizes extrakciós előkezelést alkalmazzuk, akkor a b1 és b2 korrekciós tényezőket rendszerint nem kell figyelembe venni, kivéve a fehérítetlen pamut, fehérítetlen len és fehérítetlen kender esetében, amelyeknél az előkezelésnek tulajdonítható veszteségként általában 4 %, valamint a polipropilén esetében, amelynél 1 % az elfogadott érték.
      A többi szálnál az előkezelésnek tulajdonítható veszteségeket rendszerint figyelmen kívül hagyjuk a számításoknál.
      II.   Mennyiségi elemzés a kézi szétválasztás módszerével
      
      II.1.   ALKALMAZÁSI TERÜLET
      Ez a módszer bármilyen textilszálféleségnél alkalmazható, feltéve, hogy azok nem közvetlen (intim) keverék formában vannak, és kézzel szétválaszthatók.
      II.2.   ALAPELV
      A textilkomponensek azonosítása után megfelelő előkezeléssel eltávolítjuk a nemszálasanyagokat, ezután a szálakat kézzel szétválasztjuk, megszárítjuk és megmérjük, majd kiszámítjuk a keverékben lévő egyes szálak részarányát.
      II.3.   ESZKÖZÖK
      II.3.1.   Mérőedények vagy bármilyen más eszközök, amelyek azonos eredményeket adnak.
      II.3.2.   Exszikkátor, amely önindikáló szilikagélt tartalmaz.
      II.3.3.   Ventilációs szárítószekrény a próbadarabok 105 ± 3 °C-on történő szárításához.
      II.3.4.   0,0002 g-os pontosságú analitikai mérleg.
      II.3.5.   Soxhlet extraháló készülék, vagy más készülék, amely azonos eredményt ad.
      II.3.6.   Bontótű.
      II.3.7.   Sodratvizsgáló műszer vagy más hasonló eszköz.
      II.4.   REAGENSEK
      II.4.1.   Petroléter, átdesztillált, forráspont 40 és 60 °C között.
      II.4.2.   Desztillált vagy ionmentesített víz.
      II.4.3.   Aceton.
      II.4.4.   Ortofoszforsav.
      II.4.5.   Karbamid.
      II.4.6.   Nátrium-bikarbonát.
      Minden felhasznált reagensnek vegytisztának kell lennie.
      II.5.   KONDICIONÁLÓ ÉS VIZSGÁLATI LÉGTÉR
      Lásd I.4.
      II.6.   LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATI MINTA
      Lásd I.5.
      II.7.   A LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATI MINTA ELŐKEZELÉSE
      Lásd I.6.
      II.8.   ELJÁRÁS
      II.8.1.   Fonal vizsgálata
      Vegyünk ki legalább 1 g tömegű próbadarabot az előkezelt laboratóriumi vizsgálati mintából. Nagyon finom fonal esetében legalább 30 m hosszúságú fonalon – tekintet nélkül a tömegre – el lehet végezni a vizsgálatot.
      Vágjuk fel a fonalat megfelelő hosszúságú darabokra, majd bontótűvel, és ha szükséges, sodratvizsgálóval különítsük el a szálféleségeket. Az így kapott szálféleségeket az előzőleg lemért mérőedényekbe tesszük, és 105 ± 3 °C-on tömegállandóságig szárítjuk az I.7.1. és az I.7.2. pontban megadottak szerint.
      II.8.2.   Kelme vizsgálata
      Vegyünk ki legalább 1 g tömegű próbadarabot az előkezelt laboratóriumi vizsgálati mintából, a szegélyektől kellő távolságban, a széleket gondosan vágva, hogy elkerüljük a kirojtosodást, a lánc- és vetülékfonalakkal párhuzamosan, kötött kelmék esetében pedig a szemsorok és szemoszlopok vonalában. Különítsük el az eltérő szálféleségeket, és gyűjtsük azokat előzőleg lemért mérőedényekbe, majd folytassuk a vizsgálatot a II.8.1. pont szerint.
      II.9.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
      Az egyes komponensek tömegét a keverékben lévő szálak teljes tömegének százalékában adjuk meg. Számítsuk ki a tiszta, száraz tömeg alapján az eredményeket, korrigálva ezeket a) az egyezményes nedvességtartalom-értékekkel; valamint b) azokkal a korrekciós tényezőkkel, amelyek az előkezelésnél fellépő anyagveszteségek figyelembevételéhez szükségesek.
      II.9.1.   A tiszta, száraz szálak tömegszázalékának számítása a szál előkezelés alatt fellépő tömegveszteségének figyelembevétele nélkül:
      
         
      
                  P1 %
               
               
                  az első tiszta, száraz komponens százalékaránya,
               
            
                  m1
                  
               
               
                  az első komponens tiszta, száraz tömege,
               
            
                  m2
                  
               
               
                  a második komponens tiszta, száraz tömege.
               
            II.9.2.   Az egyes komponensek százalékarányának kiszámítása az egyezményes nedvességtartalom-értékek, valamint szükség esetén az előkezelésnél fellépő tömegveszteségek korrekciós tényezőinek figyelembevételével az I.8.2. pontban leírtak szerint történik.
      III.1.   A MÓDSZEREK PONTOSSÁGA
      Az egyes módszereknél feltüntetett pontosság a reprodukálhatóságra vonatkozik.
      A reprodukálhatóság a megbízhatóságot jelenti, azaz a különböző laboratóriumokban vagy különböző időpontokban kapott kísérleti értékek egyezőségét, ha ugyanazt a módszert alkalmazzuk és ugyanannak a homogén keveréknek a próbadarabjait használjuk.
      A reprodukálhatóságot az eredmények megbízhatósági határaival fejezzük ki, 95 %-os megbízhatósági szint mellett.
      Ez azt jelenti, hogy a módszer szabályos és helyes alkalmazása esetén a különböző laboratóriumokban ugyanazon homogén keverékkel elvégzett vizsgálati sorozat két eredménye közötti eltérés 100-ból csak 5 esetben haladhatja meg a megbízhatósági határt.
      III.2.   VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
      III.2.1.   Közöljük, hogy a vizsgálatot e módszer szerint végeztük el.
      III.2.2.   Részletesen ismertessünk minden különleges előkezelést (lásd I.6.).
      III.2.3.   Adjuk meg az egyes eredményeket és az eredmények számtani középértékét, mindkettőt egy tizedesjegy pontossággal.
      IV.   Különleges módszerek
      
      
         Összefoglaló táblázat
      
      
                  Módszer
               
               
                  Alkalmazási terület
               
               
                  Reagens/Elnevezés
               
            
                  Oldható komponens
               
               
                  Oldhatatlan komponens
               
            
                  1.
               
               
                  Acetát
               
               
                  Meghatározott más szálak
               
               
                  Aceton
               
            
                  2.
               
               
                  Egyes fehérjeszálak
               
               
                  Meghatározott más szálak
               
               
                  Hipoklorit
               
            
                  3.
               
               
                  Viszkóz-, cupro- vagy meghatározott típusú modálszál
               
               
                  Meghatározott más szálak
               
               
                  Hangyasav és cink-klorid
               
            
                  4.
               
               
                  Poliamid vagy nejlon
               
               
                  Meghatározott más szálak
               
               
                  80 tömegszázalékos hangyasav
               
            
                  5.
               
               
                  Acetát
               
               
                  Meghatározott más szálak
               
               
                  Benzilalkohol
               
            
                  6.
               
               
                  Triacetát vagy polilaktid
               
               
                  Meghatározott más szálak
               
               
                  Diklór-metán
               
            
                  7.
               
               
                  Meghatározott cellulózszálak
               
               
                  Meghatározott más szálak
               
               
                  75 tömegszázalékos kénsav
               
            
                  8.
               
               
                  Akril-, meghatározott modakril- vagy meghatározott polikloridszálak
               
               
                  Meghatározott más szálak
               
               
                  Dimetil-formamid
               
            
                  9.
               
               
                  Meghatározott polikloridszálak
               
               
                  Meghatározott más szálak
               
               
                  Széndiszulfid/aceton, 55,5/44,5 térfogatszázalékos
               
            
                  10.
               
               
                  Acetát
               
               
                  Meghatározott más szálak
               
               
                  Jégecet
               
            
                  11.
               
               
                  Selyem
               
               
                  Meghatározott más szálak
               
               
                  75 tömegszázalékos kénsav
               
            
                  12.
               
               
                  Juta
               
               
                  Meghatározott állati eredetű szálak
               
               
                  Nitrogéntartalom- módszer
               
            
                  13.
               
               
                  Polipropilén
               
               
                  Meghatározott más szálak
               
               
                  Xilol
               
            
                  14.
               
               
                  Meghatározott más szálak
               
               
                  Polikloridszálak (vinilklorid-homopolimerek), elasztolefin vagy melamin
               
               
                  Koncentrált kénsav
               
            
                  15.
               
               
                  Polikloridszálak, meghatározott modakrilok, meghatározott elasztánok, acetátok, triacetátok
               
               
                  Meghatározott más szálak
               
               
                  Ciklohexanon
               
            
                  16.
               
               
                  Melamin
               
               
                  Pamut vagy aramid
               
               
                  90 tömegszázalékos forró hangyasav
               
            1.   MÓDSZER
      
         ACETÁT ÉS MEGHATÁROZOTT MÁS SZÁLAK
      
      (Acetonos módszer)
      1.   ALKALMAZÁSI TERÜLET
      Ez a módszer, a nemszálasanyagok eltávolítása után, a következő szálakból álló kétkomponensű szálkeverékekhez alkalmazható:
      
                  1.
               
               
                  acetát (19)
                  és
               
            
                  2.
               
               
                  gyapjú (1), állati szőr (2) és (3), selyem (4), pamut (5), len (7), valódi kender (8), juta (9), manilakender (10), alfafű (11), kókuszrost (12), seprűzanót (13), rami (14), szizál (15), cupro (21), modál (22), fehérjeszál (23), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), elaszto-multiészter (45), elasztolefin (46) és melamin (47).
               
            Ez a módszer semmilyen körülmények között nem alkalmazható olyan acetátszálak esetében, amelyeknek a felületét deacetilezték.
      2.   ALAPELV
      Az ismert száraz tömegű keverékből acetonnal kioldjuk az acetátszálakat. A maradékot összegyűjtjük, mossuk, szárítjuk és megmérjük; tömegét – szükséges esetén korrigálva – a keverék száraz tömegének százalékában fejezzük ki. A száraz acetát százalékos részarányát különbségképzéssel határozzuk meg.
      3.   ESZKÖZÖK ÉS REAGENSEK (az általános információkban megadottakon kívül)
      3.1.   Eszközök
      Legalább 200 ml űrtartalmú, becsiszolt üvegdugós Erlenmeyer-lombikok.
      3.2.   Reagens
      Aceton
      4.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
      Kövessük az általános információkban megadott eljárást, majd folytassuk a következőképpen:
      A legalább 200 ml űrtartalmú, becsiszolt üvegdugós Erlenmeyer-lombikba helyezett próbadarabra öntsünk grammonként 100 ml acetont, rázzuk össze a lombikot, és hagyjuk állni szobahőmérsékleten 30 percig, időnként megkeverve, majd a folyadékot a lemért üveg szűrőtégelyen keresztül dekantáljuk.
      Ismételjük meg a kezelést még kétszer (összesen három extrakciót végezve), de csak 15-15 percig, így az acetonos kezelés teljes időtartama egy óra lesz. A maradékot tegyük át az üveg szűrőtégelybe. Az üveg szűrőtégelyben levő maradékot mossuk át acetonnal, majd szívassuk le. Töltsük fel újra az üveg szűrőtégelyt acetonnal, és lefolyatással ürítsük ki.
      Végül szívassuk le a bennmaradó folyadékot, majd szárítsuk meg, hűtsük le, és mérjük meg az üveg szűrőtégelyt a szálmaradékkal.
      5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
      Az eredményeket az általános információkban meghatározottak szerint számítsuk ki. A „d” értéke 1,00, kivéve a melamin esetében, amelynél „d” = 1,01.
      6.   A MÓDSZER PONTOSSÁGA
      Textilanyagok homogén keveréke esetében az ezzel a módszerrel kapott eredmények megbízhatósági tartománya, 95 %-os megbízhatósági szint mellett, nem nagyobb ± 1-nél.
      2.   MÓDSZER
      
         MEGHATÁROZOTT FEHÉRJESZÁLAK ÉS MEGHATÁROZOTT MÁS SZÁLAK
      
      (Hipokloritos módszer)
      1.   ALKALMAZÁSI TERÜLET
      Ez a módszer, a nemszálasanyagok eltávolítása után, a következő szálakból álló kétkomponensű szálkeverékekhez alkalmazható:
      
                  1.
               
               
                  meghatározott fehérjeszálak, nevezetesen gyapjú (1), állati szőrök (2) és (3), selyem (4) vagy fehérje (23)
                  és
               
            
                  2.
               
               
                  pamut (5), cupro (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliklorid (27), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), polipropilén (37), elasztán (43), üvegszál (44), elaszto-multiészter (45), elasztolefin (46) és melamin (47).
               
            Ha különböző fehérjeszálak vannak jelen, akkor a módszerrel ezek összes tömegét határozzuk meg és nem egyedi mennyiségüket.
      2.   ALAPELV
      Az ismert száraz tömegű keverékből hipoklorit oldattal kioldjuk a fehérjeszálakat. A maradékot összegyűjtjük, mossuk, szárítjuk és megmérjük; tömegét – szükséges esetén korrigálva – a keverék száraz tömegének százalékában fejezzük ki. A száraz fehérjeszálak százalékos részarányát különbségképzéssel határozzuk meg.
      A hipoklorit oldat előállításához lítium-hipoklorit vagy nátrium-hipoklorit használható.
      A lítium-hipoklorit abban az esetben ajánlott, ha a vizsgálatok száma kevés, vagy ha nagyobb időközönként végezzük a vizsgálatokat. Ennek oka az, hogy a szilárd lítium-hipokloritban – ellentétben a nátrium-hipoklorittal – gyakorlatilag állandó a hipoklorit százalékaránya. Ha a hipoklorit százalékaránya ismert, akkor nem kell minden vizsgálathoz jodometriásan ellenőrizni a hipoklorit-tartalmat, azaz állandó mennyiségű lítium-hipoklorit alkalmazható.
      3.   ESZKÖZÖK ÉS REAGENSEK (az általános információkban megadottakon kívül)
      3.1.   Eszközök
      
                  a)
               
               
                  250 ml űrtartalmú, becsiszolt üvegdugós Erlenmeyer-lombik.
               
            
                  b)
               
               
                  20 ± 2 °C-ra beállítható termosztát.
               
            3.2.   Reagensek
      a)   Hipoklorit reagens
      i.   Lítium-hipoklorit oldat
      Ez egy frissen készített oldat, amely 35 ± 2 g/l aktív klórt tartalmaz (kb. 1 M), amelyhez 5 ± 0,5 g/l feloldott nátrium-hidroxidot adtunk. Elkészítéséhez oldjunk fel 100 g 35 % aktív klórtartalmú (vagy 115 g 30 % aktív klórtartalmú) lítium-hipokloritot kb. 700 ml desztillált vízben, adjunk hozzá 5 g kb. 200 ml desztillált vízben feloldott nátrium-hidroxidot, majd töltsük fel desztillált vízzel 1 literre. A frissen elkészített oldat jodometriás ellenőrzése nem szükséges.
      ii.   Nátrium-hipoklorit oldat
      Ez egy frissen készített oldat, amely 35 ± 2 g/l aktív klórt tartalmaz (kb. 1 M), és amelyhez 5 ± 0,5 g/l feloldott nátrium-hidroxidot adtunk.
      Az oldat aktív klórtartalmát minden vizsgálat előtt jodometriásan ellenőrizni kell.
      b)   Ecetsav, hígított oldat
      5 ml jégecetet vízzel hígítsunk fel 1 literre.
      4.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
      Kövessük az általános információkban megadott eljárást, majd folytassuk a következőképpen: a kb. 1 g tömegű próbadarabot keverjük össze kb. 100 ml hipoklorit oldattal (lítium- vagy nátrium-hipoklorit) egy 250 ml-es lombikban, és alaposan keverjük meg, hogy a próbadarab átnedvesedjen.
      Ezután tartsuk a lombikot 40 percig 20 °C-os termosztátban, közben keverjük folyamatosan vagy legalább rendszeres időközönként. Mivel a gyapjú oldódása exoterm folyamat, a módszer során keletkező reakcióhőt el kell vezetni. Ellenkező esetben számottevő hibát okozhat az oldhatatlan szálak kezdeti oldódása.
      A 40 perc elteltével szűrjük át a lombik tartalmát egy lemért üveg szűrőtégelyen, a visszamaradó szálakat tegyük át az üveg szűrőtégelybe úgy, hogy a lombikot egy kevés hipoklorit reagenssel átöblítjük. Szívassuk le az üveg szűrőtégelyt, majd mossuk át a szálmaradékot egymást követően vízzel, hígított ecetsavval, végül ismét vízzel, közben szívassuk le a tégelyt minden egyes folyadék-hozzáadás után. Ne alkalmazzunk leszívást addig, míg minden mosófolyadék magától le nem folyt.
      Végül szívassuk le a bennmaradó folyadékot, majd szárítsuk meg, hűtsük le, és mérjük meg az üvegszűrőt a szálmaradékkal.
      5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
      Az eredményeket az általános információkban meghatározottak szerint számítsuk ki. A „d” értéke 1,00, kivéve a pamut-, viszkóz-, modál- és melaminszálak esetén, amelyeknél „d” = 1,01, valamint a fehérítetlen pamut esetén, amelynél „d” = 1,03.
      6.   A MÓDSZER PONTOSSÁGA
      Textilanyagok homogén keveréke esetében az ezzel a módszerrel kapott eredmények megbízhatósági tartománya, 95 %-os megbízhatósági szint mellett, nem nagyobb ± 1-nél.
      3.   MÓDSZER
      
         VISZKÓZ-, CUPRO- VAGY MEGHATÁROZOTT TÍPUSÚ MODÁLSZÁLAK ÉS MEGHATÁROZOTT EGYÉB SZÁLAK
      
      (Hangyasavat és cink-kloridot alkalmazó módszer)
      1.   ALKALMAZÁSI TERÜLET
      Ez a módszer, a nemszálasanyagok eltávolítása után, a következő szálakból álló kétkomponensű szálkeverékekhez alkalmazható:
      
                  1.
               
               
                  viszkóz (25) vagy cupro (21), beleértve meghatározott típusú modálszálakat is (22)
                  és
               
            
                  2.
               
               
                  pamut (5), elasztolefin (46) és melamin (47).
               
            Ha modálszálat találunk a keverékben, előzetes vizsgálatot kell végezni annak megállapítására, hogy oldódik-e a reagensben.
      A módszer nem alkalmazható olyan keverékekhez, amelyekben a pamutot erős kémiai roncsoló hatás érte, vagy amelyekben a viszkóz vagy a cupro bizonyos teljesen el nem távolítható színezékek vagy kikészítő anyagok jelenléte miatt részlegesen oldhatóvá vált.
      2.   ALAPELV
      Az ismert száraz tömegű keverékből hangyasavat és cink-kloridot tartalmazó oldattal kioldjuk a viszkóz-, cupro- vagy modálszálakat. A maradékot összegyűjtjük, mossuk, szárítjuk és megmérjük; korrigált tömegét a keverék száraz tömegének százalékában fejezzük ki. A száraz viszkóz-, cupro- vagy modálszálak százalékos részarányát különbségképzéssel határozzuk meg.
      3.   ESZKÖZÖK ÉS REAGENSEK (az általános információkban megadottakon kívül)
      3.1.   Eszközök
      
                  a)
               
               
                  Legalább 200 ml űrtartalmú, becsiszolt üvegdugós Erlenmeyer-lombik.
               
            
                  b)
               
               
                  Az Erlenmeyer-lombik 40 ± 2 °C-on tartására alkalmas készülék.
               
            3.2.   Reagensek
      
                  a)
               
               
                  Oldat, amely 20 g olvasztott vízmentes cink-kloridot és 68 g vízmentes hangyasavat tartalmaz, vízzel 100 g-ra kiegészítve (azaz 20 tömegegység vízmentes olvasztott cink-kloridot adunk 80 tömegegység 85 tömegszázalékos hangyasavhoz).
                  Megjegyzés:
                  Legyünk figyelemmel az I.3.2.2. pontra, amely azt szabályozza, hogy a felhasznált összes reagensnek vegytisztának kell lennie; emellett létfontosságú, hogy csak olvasztott vízmentes cink-kloridot használjunk.
               
            
                  b)
               
               
                  Ammónium-hidroxid oldat: 20 ml koncentrált ammóniát (sűrűsége 20 °C-on: 0,880 ) hígítsunk fel vízzel 1 literre.
               
            4.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
      Kövessük az általános információkban megadott eljárást, majd folytassuk a következőképpen: azonnal tegyük be a próbadarabot a 40 °C-ra előmelegített Erlenmeyer-lombikba. Öntsünk a próbadarabra grammonként 100 ml, 40 °C-ra előmelegített hangyasav-cink-klorid oldatot. Zárjuk le, majd erősen rázzuk fel a lombikot. Tartsuk a lombikot és a tartalmát két és fél órán keresztül 40 °C-os állandó hőmérsékleten, közben óránként rázzuk fel.
      Szűrjük át a lombik tartalmát egy lemért üveg szűrőtégelyen, és a reagens segítségével töltsük át a lombikban maradt szálakat a szűrőtégelybe. Öblítsük 20 milliliternyi 40 °C-ra előmelegített reagenssel.
      Mossuk át alaposan az üvegszűrőt és a maradékot 40 °C-os vízzel. Öblítsük át a szálmaradékot kb. 100 ml hideg ammóniaoldatban (3.2. b. pont), ügyelve arra, hogy a maradék 10 percig teljesen elmerüljön az oldatban (8); majd öblítsük át alaposan hideg vízzel.
      Ne alkalmazzunk leszívást addig, míg minden mosófolyadék magától le nem folyt.
      Végül szívassuk le a bennmaradó folyadékot, majd szárítsuk meg, hűtsük le és mérjük meg az üvegszűrőt a szálmaradékkal együtt.
      5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
      Az eredményeket az általános információkban meghatározottak szerint számítsuk ki. A „d” értéke pamut esetében 1,02, melamin esetében 1,01, elasztolefin esetében pedig 1,00.
      6.   A MÓDSZER PONTOSSÁGA
      Textilanyagok homogén keveréke esetében az ezzel a módszerrel kapott eredmények megbízhatósági tartománya, 95 %-os megbízhatósági szint mellett, nem nagyobb ± 2-nél.
      4.   MÓDSZER
      
         POLIAMID- VAGY NEJLON- ÉS MEGHATÁROZOTT MÁS SZÁLAK
      
      (80 tömegszázalékos hangyasavat alkalmazó módszer)
      1.   ALKALMAZÁSI TERÜLET
      Ez a módszer, a nemszálasanyagok eltávolítása után, a következő szálakból álló kétkomponensű szálkeverékekhez alkalmazható:
      
                  1.
               
               
                  poliamid vagy nejlon (30)
                  és
               
            
                  2.
               
               
                  gyapjú (1), állati szőr (2) és (3), pamut (5), cupro (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliklorid (27), poliészter (35), polipropilén (37), üvegszál (44), elaszto-multiészter (45), elasztolefin (46) és melamin (47).
               
            Mint azt fentebb említettük, ezt a módszert gyapjúkeverékekre is lehet alkalmazni, de ha a gyapjútartalom meghaladja a 25 %-ot, a 2. módszert kell alkalmazni (a gyapjút lúgos nátrium-hipoklorit vagy lítium-hipoklorit oldattal kell kioldani).
      2.   ALAPELV
      Az ismert száraz tömegű keverékből hangyasavval kioldjuk a poliamid- vagy nejlonszálakat. A maradékot összegyűjtjük, mossuk, szárítjuk és megmérjük; tömegét – szükséges esetén korrigálva – a keverék száraz tömegének százalékában fejezzük ki. A száraz poliamid- vagy nylonszálak százalékos részarányát különbségképzéssel határozzuk meg.
      3.   ESZKÖZÖK ÉS REAGENSEK (az általános információkban megadottakon kívül)
      3.1.   Eszközök
      Legalább 200 ml űrtartalmú, becsiszolt üvegdugós Erlenmeyer-lombik.
      3.2.   Reagensek
      
                  a)
               
               
                  Hangyasav (80 tömegszázalékos, sűrűsége 20 °C-on: 1,186 ). 880 ml 90 tömegszázalékos hangyasavat (sűrűsége 20 °C-on: 1,204 ) hígítsunk fel vízzel 1 literre. Alternatív lehetőségként 780 ml 98–100 tömegszázalékos hangyasavat (sűrűsége 20 °C-on: 1,220 ) hígítsunk fel vízzel 1 literre.
                  A hangyasav koncentrációja 77 és 83 tömegszázalék között nem kritikus.
               
            
                  b)
               
               
                  Ammónia, hígított oldat: 80 ml koncentrált ammóniát (sűrűsége 20 °C-on: 0,880 ) hígítsunk fel vízzel 1 literre.
               
            4.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
      Kövessük az általános információkban megadott eljárást, majd folytassuk a következőképpen: a legalább 200 ml űrtartalmú Erlenmeyer-lombikban levő próbadarabra öntsünk grammonként 100 ml hangyasavat. Zárjuk le, majd rázzuk a lombikot, hogy a próbadarab átnedvesedjen. Tartsuk a lombikot 15 percen keresztül szobahőmérsékleten, időnként felrázva. Szűrjük át a lombik tartalmát egy lemért üveg szűrőtégelyen, a visszamaradó szálakat töltsük át az üvegszűrőbe úgy, hogy a lombikot egy kis hangyasavval kimossuk.
      Ürítsük ki az üvegszűrőt leszívással, majd mossuk át a szálmaradékot a szűrőben egymást követően hangyasavval, forró vízzel, hígított ammóniaoldattal, végül hideg vízzel, az egyes műveletek után leszívással kiürítve az üvegszűrőt. Ne alkalmazzunk leszívást addig, míg minden mosófolyadék magától le nem folyt.
      Végül szívassuk le a bennmaradó folyadékot, majd szárítsuk meg, hűtsük le, és mérjük meg az üveg szűrőtégelyt a szálmaradékkal.
      5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
      Az eredményeket az általános információkban meghatározottak szerint számítsuk ki. A „d” értéke 1,00, kivéve a melamin esetében, amelynél „d” = 1,01.
      6.   A MÓDSZER PONTOSSÁGA
      Textilanyagok homogén keveréke esetében az ezzel a módszerrel kapott eredmények megbízhatósági tartománya, 95 %-os megbízhatósági szint mellett, nem nagyobb ± 1-nél.
      5.   MÓDSZER
      
         ACETÁT ÉS MEGHATÁROZOTT MÁS SZÁLAK
      
      (Benzilalkoholos módszer)
      1.   ALKALMAZÁSI TERÜLET
      Ez a módszer, a nemszálasanyagok eltávolítása után, a következő szálakból álló kétkomponensű szálkeverékekhez alkalmazható:
      
                  1.
               
               
                  acetát (19)
                  és
               
            
                  2.
               
               
                  triacetát (24), elasztolefin (46) és melamin (47).
               
            2.   ALAPELV
      Az ismert száraz tömegű keverékből benzilalkohollal, 52 ± 2 °C-on kioldjuk az acetátszálakat.
      A maradékot összegyűjtjük, mossuk, szárítjuk és megmérjük; tömegét a keverék száraz tömegének százalékában fejezzük ki. A száraz acetát százalékos részarányát különbségképzéssel határozzuk meg.
      3.   ESZKÖZÖK ÉS REAGENSEK (az általános információkban megadottakon kívül)
      3.1.   Eszközök
      
                  a)
               
               
                  Legalább 200 ml űrtartalmú, becsiszolt üvegdugós Erlenmeyer-lombik.
               
            
                  b)
               
               
                  Mechanikus rázógép.
               
            
                  c)
               
               
                  Termosztát vagy egyéb készülék a lombik 52 ± 2 °C hőmérsékleten tartására.
               
            3.2.   Reagensek
      
                  a)
               
               
                  Benzilalkohol.
               
            
                  b)
               
               
                  Etilalkohol.
               
            4.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
      Kövessük az általános információkban megadott eljárást, majd folytassuk a következőképpen:
      Az Erlenmeyer-lombikban lévő próbadarabra öntsünk grammonként 100 ml benzilalkoholt. Zárjuk le a lombikot, majd rögzítsük a rázógéphez úgy, hogy elmerüljön a vízfürdőben, tartsuk 52 ± 2 °C-on, és rázzuk 20 percig ezen a hőmérsékleten.
      (Mechanikus rázógép alkalmazása helyett a lombikor kézzel is rázhatjuk erősen.)
      Dekantáljuk a folyadékot egy lemért üveg szűrőtégelyen. Töltsünk egy újabb adag benzilalkoholt a lombikba, és az előbbiekhez hasonlóan rázzuk 52 ± 2 °C-on 20 percig.
      Fejtsük le a folyadékot az üveg szűrőtégelyen keresztül. Ismételjük meg az eljárást harmadszor is.
      Végül öntsük a folyadékot és a szálmaradékot az üvegszűrőbe; a visszamaradó szálakat öblítsük ki a lombikból az üvegszűrőbe egy nagyobb mennyiségű, 52 ± 2 °C-os benzilalkohollal. Alaposan ürítsük ki az üvegszűrőt.
      A szálakat tegyük át egy lombikba, öblítsük etilalkohollal, majd miután kézzel felráztuk, dekantáljuk egy üveg szűrőtégelyen keresztül.
      Ismételjük meg ezt az öblítő műveletet két vagy három alkalommal. A maradékot tegyük át az üvegszűrőbe, majd ürítsük ki alaposan az üvegszűrőt. Szárítsuk meg, hűtsük le, majd mérjük meg az üvegszűrőt a szálmaradékkal.
      5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
      Az eredményeket az általános információkban meghatározottak szerint számítsuk ki. A „d” értéke 1,00, kivéve a melamin esetében, amelynél „d” = 1,01.
      6.   A MÓDSZER PONTOSSÁGA
      Textilanyagok homogén keveréke esetében az ezzel a módszerrel kapott eredmények megbízhatósági tartománya, 95 %-os megbízhatósági szint mellett, nem nagyobb ± 1-nél.
      6.   MÓDSZER
      
         TRIACETÁT- VAGY POLILAKTID- ÉS MEGHATÁROZOTT MÁS SZÁLAK
      
      (Diklór-metános módszer)
      1.   ALKALMAZÁSI TERÜLET
      Ez a módszer, a nemszálasanyagok eltávolítása után, a következő szálakból álló kétkomponensű szálkeverékekhez alkalmazható:
      
                  1.
               
               
                  triacetát (24) vagy polilaktid (34)
                  és
               
            
                  2.
               
               
                  gyapjú (1), állati szőr (2) és (3), selyem (4), pamut (5), cupro (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), üvegszál (44), elaszto-multiészter (45), elasztolefin (46) és melamin (47).
               
            Megjegyzés:
      Az olyan triacetátszálak, amelyeket részlegesen hidrolízishez vezető kikészítésnek vetettek alá, már nem teljes mértékben oldódnak ebben a reagensben. Ilyen esetekben a módszer nem alkalmazható.
      2.   ALAPELV
      Az ismert száraz tömegű keverékből diklór-metánnal oldjuk ki a triacetát- vagy polilaktidszálakat. A maradékot összegyűjtjük, mossuk, szárítjuk és megmérjük; tömegét – szükséges esetén korrigálva – a keverék száraz tömegének százalékában fejezzük ki. A száraz triacetát vagy polilaktid százalékos részarányát különbségképzéssel határozzuk meg.
      3.   ESZKÖZÖK ÉS REAGENSEK (az általános információkban megadottakon kívül)
      3.1.   Eszközök
      Legalább 200 ml űrtartalmú, becsiszolt üvegdugós Erlenmeyer-lombik.
      3.2.   Reagensek
      Diklór-metán.
      4.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
      Kövessük az általános információkban megadott eljárást, majd folytassuk a következőképpen:
      A 200 ml-es, becsiszolt üvegdugós Erlenmeyer-lombikban levő próbadarabra öntsünk grammonként 100 ml diklór-metánt; zárjuk le, majd rázzuk fel a lombik tartalmát, hogy a próbadarab átnedvesedjen, és hagyjuk állni szobahőmérsékleten 30 percig, miközben 10 percenként felrázzuk. Dekantáljuk a folyadékot egy lemért üveg szűrőtégelyen. Töltsünk 60 ml diklór-metánt a maradékot tartalmazó lombikba, rázzuk össze kézzel, majd szűrjük át a lombik tartalmát az üveg szűrőtégelyen. A visszamaradó szálakat töltsük át az üvegszűrőbe úgy, hogy a lombikot mossuk át kis mennyiségű diklór-metánnal. Ürítsük ki az üvegszűrőt leszívással, így távolítva el a felesleges folyadékot, töltsük fel újra az üvegszűrőt diklór-metánnal, és hagyjuk magától lefolyni.
      Végül szívassuk le a felesleges folyadékot, kezeljük a maradékot forrásban lévő vízzel az oldószer teljes eltávolítása érdekében, alkalmazzunk leszívást, szárítsuk meg, hűtsük le, majd mérjük meg az üvegszűrőt a szálmaradékkal.
      5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
      Az eredményeket az általános információkban meghatározottak szerint számítsuk ki. A „d” értéke 1,00, kivéve a poliészter, az elaszto-multiészter, az elasztolefin és a melamin esetében, amelyeknél a „d” értéke 1,01.
      6.   A MÓDSZER PONTOSSÁGA
      Textilanyagok homogén keveréke esetében az ezzel a módszerrel kapott eredmények megbízhatósági tartománya, 95 %-os megbízhatósági szint mellett, nem nagyobb ± 1-nél.
      7.   MÓDSZER
      
         MEGHATÁROZOTT CELLULÓZSZÁLAK ÉS MEGHATÁROZOTT MÁS SZÁLAK
      
      (75 tömegszázalékos kénsavat alkalmazó módszer)
      1.   ALKALMAZÁSI TERÜLET
      Ez a módszer, a nemszálasanyagok eltávolítása után, a következő szálakból álló kétkomponensű szálkeverékekhez alkalmazható:
      
                  1.
               
               
                  pamut (5), len (7), valódi kender (8), rami (14), cupro (21), modál (22), viszkóz (25)
                  és
               
            
                  2.
               
               
                  poliészter (35), elaszto-multiészter (45) és elasztolefin (46).
               
            2.   ALAPELV
      Az ismert száraz tömegű keverékből 75 tömegszázalékos kénsavval kioldjuk a cellulózszálat. A maradékot összegyűjtjük, mossuk, szárítjuk és megmérjük; tömegét a keverék száraz tömegének százalékában fejezzük ki. A száraz cellulózszálak százalékos részarányát különbségképzéssel határozzuk meg.
      3.   ESZKÖZÖK ÉS REAGENSEK (az általános információkban megadottakon kívül)
      3.1.   Eszközök
      
                  a)
               
               
                  Legalább 500 ml űrtartalmú, becsiszolt üvegdugós Erlenmeyer-lombik.
               
            
                  b)
               
               
                  Termosztát vagy más készülék a lombik 50 ± 5 °C-on tartására.
               
            3.2.   Reagensek
      
                  a)
               
               
                  75 ± 2 tömegszázalékos kénsav
                  Ezt úgy készítjük el, hogy 700 ml kénsavat (sűrűsége 20 °C-on: 1,84 ) óvatosan, állandó hűtés mellett, hozzátöltünk 350 ml desztillált vízhez.
                  Az oldódás után szobahőmérsékletűre hűtjük, és vízzel 1 literre hígítjuk.
               
            
                  b)
               
               
                  Ammónia, hígított oldat
                  80 ml ammóniaoldatot (sűrűsége 20 °C-on: 0,88 ) vízzel hígítsunk fel 1 literre.
               
            4.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
      Kövessük az általános információkban megadott eljárást, majd folytassuk a következőképpen:
      A legalább 500 ml űrtartalmú, becsiszolt üvegdugós Erlenmeyer-lombikban levő próbadarabra öntsünk grammonként 200 ml 75 tömegszázalékos kénsavat, zárjuk le, majd óvatosan rázzuk a lombikot, hogy a próbadarab átnedvesedjen.
      Tartsuk a lombikot egy órán keresztül 50 ± 5 °C-on, szabályos időközönként, körülbelül 10 percenként felrázva. Szűrjük át a lombik tartalmát egy lemért üveg szűrőtégelyen, leszívással. A visszamaradó szálakat töltsük át az üvegszűrőbe úgy, hogy a lombikot mossuk át kis mennyiségű 75 tömegszázalékos kénsavval. Ürítsük ki az üvegszűrőt leszívással, majd mossuk át egyszer a szálmaradékot a szűrőben, feltöltve az üvegszűrőt egy új adag kénsavval. Ne alkalmazzunk leszívást addig, míg minden sav magától le nem folyt.
      Mossuk át a maradékot egymást követően többször hideg vízzel, kétszer hígított ammóniaoldattal, majd ezután alaposan hideg vízzel, az egyes műveletek után leszívással kiürítve az üvegszűrőt. Ne alkalmazzunk leszívást addig, míg minden mosófolyadék magától le nem folyt. Végül szívassuk le a bennmaradó folyadékot, majd szárítsuk meg, hűtsük le, és mérjük meg az üvegszűrőt a szálmaradékkal.
      5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
      Az eredményeket az általános információkban meghatározottak szerint számítsuk ki. A „d” értéke 1,00.
      6.   A MÓDSZER PONTOSSÁGA
      Textilanyagok homogén keveréke esetében az ezzel a módszerrel kapott eredmények megbízhatósági tartománya, 95 %-os megbízhatósági szint mellett, nem nagyobb ± 1-nél.
      8.   MÓDSZER
      
         AKRILOK, EGYES MODAKRILOK VAGY MEGHATÁROZOTT POLIKLORIDSZÁLAK ÉS MEGHATÁROZOTT MÁS SZÁLAK
      
      (Dimetil-formamidos módszer)
      1.   ALKALMAZÁSI TERÜLET
      Ez a módszer, a nemszálasanyagok eltávolítása után, a következő szálakból álló kétkomponensű szálkeverékekhez alkalmazható:
      
                  1.
               
               
                  akril (26), meghatározott modakrilok (29), meghatározott poliklorid szálak (27) (9)
                  
                  és
               
            
                  2.
               
               
                  gyapjú (1), állati szőr (2) és (3), selyem (4), pamut (5), cupro (21), modál (22), viszkóz (25), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), elaszto-multiészter (45), elasztolefin (46) és melamin (47).
               
            A módszer egyaránt alkalmas előzetesen metallizált festékkel festett akrilok és egyes modakrilok esetében, ugyanakkor nem alkalmas olyan szálaknál, amelyeket krómos utánkezeléssel színeztek.
      2.   ALAPELV
      Az ismert száraz tömegű keverékből forrásban levő vízfürdőben melegített dimetil-formamiddal kioldjuk az akril-, a modakril- vagy a polikloridszálat. A maradékot összegyűjtjük, mossuk, szárítjuk és megmérjük; tömegét – szükség esetén korrigálva – a keverék száraz tömegének százalékában fejezzük ki, majd az akril-, a modakril- vagy a polikloridszálak százalékos részarányát különbségképzéssel határozzuk meg.
      3.   ESZKÖZÖK ÉS REAGENSEK (az általános információkban megadottakon kívül)
      3.1.   Eszközök
      
                  a)
               
               
                  Legalább 200 ml űrtartalmú, becsiszolt üvegdugós Erlenmeyer-lombik.
               
            
                  b)
               
               
                  Forrásban lévő vízfürdő.
               
            3.2.   Reagensek
      Dimetil-formamid (forráspont 153 ± 1 °C), amely nem tartalmaz 0,1 %-nál több vizet.
      Ez a reagens mérgező, ezért védőeszköz használata ajánlatos.
      4.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
      Kövessük az általános információkban megadott eljárást, majd folytassuk a következőképpen:
      A legalább 200 ml űrtartalmú, becsiszolt üvegdugós Erlenmeyer-lombikban lévő próbadarabra öntsünk grammonként 80 ml dimetil-formamidot, amelyet előmelegítettünk forrásban lévő vízfürdőben, zárjuk le, majd rázzuk a lombikot, hogy a próbadarab átnedvesedjen, majd melegítsük a forrásban lévő vízfürdőben 1 órán keresztül. Ezalatt öt alkalommal óvatosan rázzuk fel kézzel a lombikot és tartalmát.
      Dekantáljuk a folyadékot egy lemért üveg szűrőtégelyen át, visszatartva a szálakat a lombikban. Öntsünk további 60 ml dimetil-formamidot a lombikba és melegítsük további 30 percen keresztül, ezalatt kétszer óvatosan rázzuk fel kézzel a lombikot és tartalmát.
      A lombik tartalmát leszívással szűrjük át az üveg szűrőtégelyen.
      A visszamaradó szálakat töltsük át az üvegszűrőbe úgy, hogy a lombikot dimetil-formamiddal kimossuk. Az üvegszűrőt leszívással ürítsük ki. Mossuk át a szálmaradékot kb. 1 liter 70-80 °C-os melegvízzel, minden alkalommal feltöltve az üvegszűrőt.
      Minden vízadagolás után alkalmazzunk rövid leszívást, de addig ne, amíg a víz magától le nem folyt. Ha a mosófolyadék túl lassan folyik át az üvegszűrőn, kismértékű leszívás alkalmazható.
      Végül szárítsuk meg, hűtsük le, majd mérjük meg az üvegszűrőt a szálmaradékkal.
      5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
      Az eredményeket az általános információkban meghatározottak szerint számítsuk ki. A „d” értéke 1,00, kivéve a gyapjú, a pamut, a cupro, a modál, a poliészter, az elaszto-multiészter és a melamin esetében, amelyek tekintetében a „d” értéke 1,01.
      6.   A MÓDSZER PONTOSSÁGA
      Textilanyagok homogén keveréke esetében az ezzel a módszerrel kapott eredmények megbízhatósági tartománya, 95 %-os megbízhatósági szint mellett, nem nagyobb ± 1-nél.
      9.   MÓDSZER
      
         MEGHATÁROZOTT POLIKLORIDSZÁLAK ÉS MEGHATÁROZOTT MÁS SZÁLAK
      
      (Szén-diszulfid és aceton 55,5/44,5 térfogatszázalékos keverékét alkalmazó módszer)
      1.   ALKALMAZÁSI TERÜLET
      Ez a módszer, a nemszálasanyagok eltávolítása után, a következő szálakból álló kétkomponensű szálkeverékekhez alkalmazható:
      
                  1.
               
               
                  meghatározott polikloridszálak (27), nevezetesen egyes polivinil-klorid-szálak, utóklórozással vagy anélkül (10)
                  
                  és
               
            
                  2.
               
               
                  gyapjú (1), állati szőr (2) és (3), selyem (4), pamut (5), cupro (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), üvegszál (44) elaszto-multiészter (45) és melamin (47).
               
            Ha a keverék gyapjú- vagy selyemtartalma meghaladja a 25 %-ot, a 2. módszert kell alkalmazni.
      Ha a keverék poliamid- vagy nejlontartalma meghaladja a 25 %-ot, a 4. módszert kell alkalmazni.
      2.   ALAPELV
      Az ismert száraz tömegű keverékből szén-diszulfid és aceton azeotrópos keverékével kioldjuk a polikloridszálakat. A maradékot összegyűjtjük, mossuk, szárítjuk és megmérjük; tömegét – szükséges esetén korrigálva – a keverék száraz tömegének százalékában fejezzük ki. A száraz PVC-szálak százalékos részarányát különbségképzéssel határozzuk meg.
      3.   ESZKÖZÖK ÉS REAGENSEK (az általános információkban megadottakon kívül)
      3.1.   Eszközök
      
                  a)
               
               
                  Legalább 200 ml űrtartalmú, becsiszolt üvegdugós Erlenmeyer-lombik.
               
            
                  b)
               
               
                  Mechanikus rázógép.
               
            3.2.   Reagensek
      
                  a)
               
               
                  Szén-diszulfid és aceton azeotrópos keveréke (55,5 térfogatszázalék szén-diszulfid és 44,5 térfogatszázalék aceton). Mivel a reagens mérgező, védőeszköz használata ajánlatos.
               
            
                  b)
               
               
                  Etilalkohol (92 térfogatszázalékos) vagy metilalkohol.
               
            4.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
      Kövessük az általános információkban megadott eljárást, majd folytassuk a következőképpen:
      A legalább 200 ml űrtartalmú Erlenmeyer-lombikban levő próbadarabra öntsünk grammonként 100 ml azeotrópos keveréket. Zárjuk le erősen, majd rázzuk a lombikot 20 percig szobahőmérsékleten egy mechanikus rázógépben, vagy kézzel, erőteljesen.
      Dekantáljuk a szálakon lévő folyadékot egy lemért üveg szűrőtégelyen át.
      Ismételjük meg a kezelést 100 ml új folyadékkal. Addig ismételjük ezt a műveletet, amíg el nem érjük, hogy egy óraüvegre cseppentve az extraháló folyadék nem hagy polimercsapadékot az elpárolgás után. Töltsük át a szálmaradékot az üvegszűrőbe további reagens felhasználásával. Szívjuk le a folyadékot, majd öblítsük át az üvegszűrőt és a szálmaradékot 20 ml alkohollal, majd háromszor vízzel. Hagyjuk a mosó folyadékot magától lefolyni, mielőtt leszívást használnánk. Végül szárítsuk meg, hűtsük le, majd mérjük meg az üvegszűrőt a szálmaradékkal.
      Megjegyzés:
      Némelyik nagy polikloridszál-tartalmú keveréknél a próbadarab a szárítás során jelentősen zsugorodhat, ennek következtében a polikloridszál feloldódása az oldószerben lelassul.
      Ennek azonban nincs hatása a polikloridszálak teljes feloldódására az oldószerben.
      5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
      Az eredményeket az általános információkban meghatározottak szerint számítsuk ki. A „d” értéke 1,00, kivéve a melamin esetében, amelynél „d” = 1,01.
      6.   A MÓDSZER PONTOSSÁGA
      Textilanyagok homogén keveréke esetében az ezzel a módszerrel kapott eredmények megbízhatósági tartománya, 95 %-os megbízhatósági szint mellett, nem nagyobb ± 1-nél.
      10.   MÓDSZER
      
         ACETÁT ÉS MEGHATÁROZOTT MÁS SZÁLAK
      
      (Jégecetes módszer)
      1.   ALKALMAZÁSI TERÜLET
      Ez a módszer, a nemszálasanyagok eltávolítása után, a következő szálakból álló kétkomponensű szálkeverékekhez alkalmazható:
      
                  1.
               
               
                  acetát (19)
                  és
               
            
                  2.
               
               
                  meghatározott polikloridszálak (27), mégpedig PVC-szálak, akár utánklórozottak, akár nem, valamint elasztolefin (46) és melamin (47).
               
            2.   ALAPELV
      Az ismert száraz tömegű keverékből jégecettel kioldjuk az acetátszálakat. A maradékot összegyűjtjük, mossuk, szárítjuk és megmérjük; tömegét – szükséges esetén korrigálva – a keverék száraz tömegének százalékában fejezzük ki. A száraz acetát százalékos részarányát különbségképzéssel határozzuk meg.
      3.   ESZKÖZÖK ÉS REAGENSEK (az általános információkban megadottakon kívül)
      3.1.   Eszközök
      
                  a)
               
               
                  Legalább 200 ml űrtartalmú, becsiszolt üvegdugós Erlenmeyer-lombik.
               
            
                  b)
               
               
                  Mechanikus rázógép.
               
            3.2.   Reagensek
      Jégecet (99 % feletti). Ezt a reagenst óvatosan kell kezelni, mivel erősen maró hatású.
      4.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
      Kövessük az általános információkban megadott eljárást, majd folytassuk a következőképpen:
      A legalább 200 ml űrtartalmú Erlenmeyer-lombikban levő próbadarabra öntsünk grammonként 100 ml jégecetet. Zárjuk le erősen, majd rázzuk a lombikot 20 percig szobahőmérsékleten egy mechanikus rázógépben, vagy kézzel, erőteljesen. Dekantáljuk a szálakon lévő folyadékot egy lemért üveg szűrőtégelyen át. Ismételjük meg a kezelést még kétszer, minden alkalommal 100 ml új folyadék felhasználásával, így összesen három extrahálást végezzünk.
      Töltsük át a szálmaradékot az üvegszűrőbe, szívjuk le a folyadékot, majd öblítsük át az üvegszűrőt és a szálmaradékot 50 ml jégecettel, majd háromszor vízzel. Minden öblítés után hagyjuk a folyadékot magától lefolyni, mielőtt leszívást használnánk. Szárítsuk meg, hűtsük le, majd mérjük meg az üvegszűrőt a szálmaradékkal.
      5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
      Az eredményeket az általános információkban meghatározottak szerint számítsuk ki. A „d” értéke 1,00.
      6.   A MÓDSZER PONTOSSÁGA
      Textilanyagok homogén keveréke esetében az ezzel a módszerrel kapott eredmények megbízhatósági tartománya, 95 %-os megbízhatósági szint mellett, nem nagyobb ± 1-nél.
      11.   MÓDSZER
      
         SELYEM ÉS MEGHATÁROZOTT MÁS SZÁLAK
      
      (75 tömegszázalékos kénsavat alkalmazó módszer)
      1.   ALKALMAZÁSI TERÜLET
      Ez a módszer, a nemszálasanyagok eltávolítása után, a következő szálakból álló kétkomponensű szálkeverékekhez alkalmazható:
      
                  1.
               
               
                  selyem (4)
                  és
               
            
                  2.
               
               
                  gyapjú (1), állati szőr (2) és (3), elasztolefin (46) és melamin (47).
               
            2.   ALAPELV
      Az ismert száraz tömegű keverékből 75 tömegszázalékos kénsavval kioldjuk a selyemszálakat (11).
      A maradékot összegyűjtjük, mossuk, szárítjuk és megmérjük; tömegét – szükség esetén korrigálva – a keverék száraz tömegének százalékában fejezzük ki. A száraz selyemszálak százalékos részarányát különbségképzéssel határozzuk meg.
      3.   ESZKÖZÖK ÉS REAGENSEK (az általános információkban megadottakon kívül)
      3.1.   Eszközök
      Legalább 200 ml űrtartalmú, becsiszolt üvegdugós Erlenmeyer-lombik.
      3.2.   Reagensek
      
                  a)
               
               
                  Kénsav (75 ± 2 tömegszázalékos)
                  Ezt úgy készítjük el, hogy 700 ml kénsavat (sűrűsége 20 °C-on: 1,84 ) óvatosan, állandó hűtés mellett, hozzátöltünk 350 ml desztillált vízhez.
                  A szobahőmérsékletre hűtés után hígítsuk vízzel az oldatot 1 literre.
               
            
                  b)
               
               
                  Kénsav, hígított oldat: töltsünk 100 ml kénsavat (sűrűsége 20 °C-on: 1,84) lassan 1 900 ml desztillált vízhez.
               
            
                  c)
               
               
                  Ammónia, hígított oldat: hígítsunk fel desztillált vízzel 200 ml koncentrált ammóniát (sűrűsége 20 °C-on: 0,880) 1 literre.
               
            4.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
      Kövessük az általános információkban megadott eljárást, majd folytassuk a következőképpen:
      A legalább 200 ml űrtartalmú Erlenmeyer-lombikban levő próbadarabra öntsünk grammonként 100 ml 75 tömegszázalékos kénsavat, majd zárjuk le. Erősen rázzuk fel, majd tartsuk a lombikot 30 percen keresztül szobahőmérsékleten. Rázzuk fel ismét, majd álljon további 30 percig.
      Rázzuk fel még egyszer, utoljára, és szűrjük át a lombik tartalmát egy lemért üveg szűrőtégelyen. A visszamaradó szálakat öblítsük ki a lombikból 75 tömegszázalékos kénsavval. Mossuk át a szálmaradékot az üvegszűrőben egymást követően 50 ml hígított kénsavval, 50 ml vízzel és 50 ml hígított ammóniaoldattal. Mindegyik alkalommal hagyjuk, hogy a szálak kb. 10 percig érintkezzenek a folyadékkal, mielőtt leszívást alkalmaznánk. Végül öblítsünk vízzel, hagyjuk, hogy a szálak kb. 30 percig érintkezzenek a vízzel.
      Ürítsük ki az üvegszűrőt leszívással, szárítsuk meg, hűtsük le, majd mérjük meg az üvegszűrőt a szálmaradékkal.
      5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
      Az eredményeket az általános információkban meghatározottak szerint számítsuk ki. A „d” értéke gyapjú esetén 0,985, elasztolefin esetén 1,00, melamin esetén pedig 1,01.
      6.   A MÓDSZER PONTOSSÁGA
      Textilanyagok homogén keveréke esetében az ezzel a módszerrel kapott eredmények megbízhatósági tartománya, 95 %-os megbízhatósági szint mellett, nem nagyobb ± 1-nél.
      12.   MÓDSZER
      
         JUTA ÉS EGYES ÁLLATI EREDETŰ SZÁLAK
      
      (Nitrogéntartalom-meghatározásos módszer)
      1.   ALKALMAZÁSI TERÜLET
      Ez a módszer, a nemszálasanyagok eltávolítása után, a következő szálakból álló kétkomponensű szálkeverékekhez alkalmazható:
      
                  1.
               
               
                  juta (9)
                  és
               
            
                  2.
               
               
                  egyes állati eredetű szálak.
               
            Az állati eredetű szálkomponens kizárólag állati szőrből (2) és (3) vagy gyapjúból (1) vagy e kettő valamilyen keverékéből állhat. Ez a módszer nem alkalmazható olyan textilkeverékekhez, amelyek nitrogénbázisú nemszálasanyagot (színezék, kikészítőszer stb.) tartalmaznak.
      2.   ALAPELV
      Meghatározzuk a keverék nitrogéntartalmát, majd ebből és két komponens ismert vagy feltételezett nitrogéntartalmából számítjuk ki a komponensek részarányát.
      3.   ESZKÖZÖK ÉS REAGENSEK (az általános információkban megadottakon kívül)
      3.1.   Eszközök
      
                  a)
               
               
                  200-300 ml űrtartalmú Kjeldahl roncsoló lombik.
               
            
                  b)
               
               
                  Kjeldahl desztilláló készülék gőzbevezetéssel.
               
            
                  c)
               
               
                  0,05 ml pontosságú titráló eszköz.
               
            3.2.   Reagensek
      
                  a)
               
               
                  Toluol.
               
            
                  b)
               
               
                  Metil-alkohol.
               
            
                  c)
               
               
                  Kénsav, sűrűsége 20 °C-on: 1,84 (12)
                  
               
            
                  d)
               
               
                  Kálium-szulfát (12).
               
            
                  e)
               
               
                  Szelén-dioxid (12).
               
            
                  f)
               
               
                  Nátrium-hidroxid-oldat (400 g/liter). Oldjunk fel 400 g nátrium-hidroxidot 400-500 ml vízben, majd hígítsuk fel 1 literre vízzel.
               
            
                  g)
               
               
                  Indikátorkeverék. Oldjunk fel 0,1 g metilvöröset 95 ml etil-alkoholban és 5 ml vízben, majd keverjük össze 0,5 g brómkrezolzölddel, amelyet előzőleg 475 ml etil-alkoholban és 25 ml vízben feloldottunk.
               
            
                  h)
               
               
                  Bórsavoldat. Oldjunk fel 20 g bórsavat 1 liter vízben.
               
            
                  i)
               
               
                  Kénsav, 0,02N (standard normáloldat).
               
            4.   A VIZSGÁLATI MINTA ELŐKEZELÉSE
      Az általános információkban megadott előkezelés helyett a következő előkezelést végezzük el:
      Extraháljuk a légszáraz laboratóriumi vizsgálati mintát Soxhlet-készülékben, 4 órán keresztül, egy térfogatrész toluol és 3 térfogatrész metil-alkohol keverékével, legalább 5 ciklus/óra sebességgel. Hagyjuk az oldószert elpárologni a mintából a szabad levegőn, majd a maradék oldószernyomokat szárítószekrényben, 105 ± 3 °C-on távolítsuk el. Ezután extraháljuk a mintát grammonként 50 ml vízben, visszafolyatás mellett forralva 30 percig. Végezzünk szűrést, tegyük vissza a mintát a lombikba, majd ismételjük meg az extrahálást ugyanolyan mennyiségű vízzel. Végezzünk szűrést, távolítsuk el a felesleges vizet a mintából kipréseléssel, leszívatással vagy centrifugálással, majd hagyjuk a mintát levegőn megszáradni.
      Megjegyzés:
      Ügyelni kell a toluol és a metil-alkohol mérgező hatásaira, használatuk során minden szükséges óvintézkedést meg kell tenni.
      5.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
      5.1.   Általános információk
      A próbadarabok kiválasztása, szárítása és mérése tekintetében kövessük az általános információkban leírtakat.
      5.2.   Részletes eljárás
      Tegyük a próbadarabot egy Kjeldahl roncsoló lombikba. A roncsoló lombikban lévő, legalább 1 g tömegű próbadarabhoz adjunk – ebben a sorrendben – 2,5 g kálium-szulfátot, 0,1-0,2 g szelén-dioxidot és 10 ml kénsavat (sűrűsége 20°C-on 1,84 ). Melegítsük a lombikot, először enyhén, míg a teljes szálmennyiség szétroncsolódik, ezután melegítsük erősebben, míg az oldat kitisztul, és majdnem színtelenné válik. Melegítsük a lombikot további 15 percig. Hagyjuk a lombikot kihűlni, a tartalmát óvatosan hígítsuk fel 10-20 ml vízzel, hűtsük, töltsük át a tartalmát egy 200 ml-es jelzéssel ellátott lombikba, töltsük fel vízzel erre a térfogatra, ezzel előállítva a feltáró oldatot. Töltsünk kb. 20 ml bórsavoldatot egy 100 ml-es Erlenmeyer-lombikba, és tegyük a lombikot Kjeldahl desztilláló készülék kondenzora alá úgy, hogy a lefolyócső éppen a bórsavoldat szintje alá merüljön. Tegyünk pontosan 10 ml feltáró oldatot a desztilláló lombikba, töltsünk legalább 5 ml nátrium-hidroxid-oldatot a tölcsérbe, emeljük fel kissé a dugót, és hagyjuk a nátrium-hidroxid-oldatot lassan lefolyni a lombikba. Ha a feltáró oldat és a nátrium-hidroxid-oldat két elkülönülő réteget képez, óvatosan keverjük össze. Melegítsük lassan a desztilláló lombikot, és vezessünk bele gőzt a gőzfejlesztőből. Gyűjtsünk össze kb. 20 ml desztillátumot, az Erlenmeyer-lombikot engedjük le úgy, hogy a kondenzor lefolyócsövének vége kb. 20 mm-rel a folyadék szintje felett legyen, és 1 percig desztilláljunk tovább. Öblítsük ki a lefolyócső végét vízzel, fogjuk fel az öblítővizet az Erlenmeyer-lombikban. Vegyük ki az Erlenmeyer-lombikot, cseréljük ki egy másik Erlenmeyer-lombikkal, amelyben nagyjából 10 ml bórsavoldat van, és gyűjtsünk kb. 10 ml desztillátumot.
      Titráljuk a két desztillátumot külön-külön 0,02 N kénsavval, használjuk az indikátorkeveréket. Jegyezzük fel a két desztillátum teljes fogyását. Ha a második desztillátum fogyásának eltérése nagyobb mint 0,2 ml, ismételjük meg a vizsgálatot, és kezdjük el ismét a desztillálást, egy új adagot felhasználva a feltáró oldatból.
      Végezzünk el egy üres meghatározást, azaz a feltárást és a desztillációt, amelynél csak a reagenseket használjuk.
      6.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
      
                  6.1.
               
               
                  Számítsuk ki a száraz próbadarab százalékos nitrogéntartalmát a következőképpen:
                  
                     
                  ahol:
                  
                              A
                           
                           
                              =
                           
                           
                              a nitrogén százalékaránya a tiszta, száraz próbadarabban,
                           
                        
                              V
                           
                           
                              =
                           
                           
                              a meghatározás során használt standard kénsav teljes mennyisége ml-ben,
                           
                        
                              b
                           
                           
                              =
                           
                           
                              az üres meghatározás során használt standard kénsav teljes mennyisége ml-ben,
                           
                        
                              N
                           
                           
                              =
                           
                           
                              a standard kénsav normalitása,
                           
                        
                              W
                           
                           
                              =
                           
                           
                              a próbadarab száraz tömege (g).
                           
                        
            
                  6.2.
               
               
                  A juta nitrogéntartalmára a 0,22 %, az állati eredetű szál nitrogéntartalmára a 16,2 % értéket használva – mindkét százalékérték a szál száraz tömegére vonatkozik – számítsuk ki a keverék összetételét a következőképpen:
                  
                     
                  ahol:
                  
                              PA %
                           
                           
                              =
                           
                           
                              az állati eredetű szálak százalékaránya a tiszta, száraz próbadarabban.
                           
                        
            7.   A MÓDSZER PONTOSSÁGA
      Textilanyagok homogén keveréke esetében az ezzel a módszerrel kapott eredmények megbízhatósági tartománya, 95 %-os megbízhatósági szint mellett, nem nagyobb ± 1-nél.
      13.   MÓDSZER
      
         POLIPROPILÉN SZÁLAK ÉS MEGHATÁROZOTT MÁS SZÁLAK
      
      (Xilolos módszer)
      1.   ALKALMAZÁSI TERÜLET
      Ez a módszer, a nemszálasanyagok eltávolítása után, a következő szálakból álló kétkomponensű szálkeverékekhez alkalmazható:
      
                  1.
               
               
                  polipropilén szálak (37)
                  és
               
            
                  2.
               
               
                  gyapjú (1), állati szőr (2) és (3), selyem (4), pamut (5), acetát (19), cupro (21), modál (22), triacetát (24), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), üvegszál (44), elaszto-multiészter (45) és melamin (47).
               
            2.   ALAPELV
      Az ismert száraz tömegű keverékből forrásban lévő xilollal kioldjuk a polipropilén szálakat. A maradékot összegyűjtjük, mossuk, szárítjuk és megmérjük; tömegét – szükséges esetén korrigálva – a keverék száraz tömegének százalékában fejezzük ki. A polipropilén szálak százalékos részarányát különbségképzéssel határozzuk meg.
      3.   ESZKÖZÖK ÉS REAGENSEK (az általános információkban megadottakon kívül)
      3.1.   Eszközök
      
                  a)
               
               
                  Legalább 200 ml űrtartalmú, becsiszolt üvegdugós Erlenmeyer-lombik.
               
            
                  b)
               
               
                  Visszafolyós hűtő (magas forráspontú folyadékokhoz alkalmas), az Erlenmeyer-lombikhoz (a) illeszkedő.
               
            
                  c)
               
               
                  A xilol forrásponton tartására alkalmas fűtőpalást.
               
            3.2.   Reagensek
      Xilol, 137 és 142 °C között desztillált.
      Megjegyzés:
      A xilol nagyon gyúlékony, és a gőze mérgező. Használatakor megfelelő elővigyázatossággal kell eljárni.
      4.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
      Kövessük az általános információkban megadott eljárást, majd folytassuk a következőképpen:
      A legalább 200 ml űrtartalmú Erlenmeyer-lombikban (3.1. a)) levő próbadarabra öntsünk grammonként 100 ml xilolt (3.2.). Erősítsük fel a hűtőt (3.1. b)), a lombik tartalmát forraljuk fel, és tartsuk forrásban három percig.
      Azonnal dekantáljuk a forró folyadékot a lemért üveg szűrőtégelyen át (lásd 1. megjegyzés). Ismételjük meg ezt a műveletet kétszer, minden alkalommal egy új 50 ml-es adag oldószert használva.
      Mossuk át a lombikban maradt szálmaradékot egymást követően 30 ml forrásban lévő xilollal kétszer, majd 75 ml petroléterrel (az általános információk I.3.2.1. pontja) kétszer. A második petroléteres mosás után szűrjük át a lombik tartalmát az üvegszűrőn, a visszamaradó szálakat töltsük át az üvegszűrőbe kis mennyiségű petroléter segítségével, és hagyjuk az oldószert elpárologni. Szárítsuk meg, hűtsük le, majd mérjük meg az üvegszűrőt a szálmaradékkal.
      Megjegyzések:
      
                  1.
               
               
                  Az üveg szűrőtégelyt, amelyen át a xilolt dekantáljuk, elő kell melegíteni.
               
            
                  2.
               
               
                  A forrásban levő xilollal történő kezelés után a lombikot és a benne levő szálmaradékot kellőképpen le kell hűteni, mielőtt a petrolétert beleöntenénk.
               
            
                  3.
               
               
                  A tűz- és a mérgezés kockázatának csökkentése érdekében használhatunk megfelelő eljárásokat alkalmazó, azonos eredményt adó, forró extrahálásra alkalmas készüléket is (13).
               
            5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
      Az eredményeket az általános információkban meghatározottak szerint számítsuk ki. A „d” értéke 1,00, kivéve a melamin esetében, amelynél „d” = 1,01.
      6.   A MÓDSZER PONTOSSÁGA
      Textilanyagok homogén keveréke esetében az ezzel a módszerrel kapott eredmények megbízhatósági tartománya, 95 %-os megbízhatósági szint mellett, nem nagyobb ± 1-nél.
      14.   MÓDSZER
      
         MEGHATÁROZOTT SZÁLAK ÉS POLIKLORIDSZÁLAK (A VINILKLORID HOMOPOLIMERJEI), ELASZTOLEFIN VAGY MELAMIN
      
      (Koncentrált kénsavas módszer)
      1.   ALKALMAZÁSI TERÜLET
      Ez a módszer, a nemszálasanyagok eltávolítása után, a következő szálakból álló kétkomponensű szálkeverékekhez alkalmazható:
      
                  1.
               
               
                  pamut (5), acetát (19), cupro (21), modál (22), triacetát (24), viszkóz (25), egyes akrilok (26), egyes modakrilok (29), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35) és elaszto-multiészter (45)
                  és
               
            
                  2.
               
               
                  polikloridszálak (27), amelyek vinilklorid-homopolimer alapúak, akár utánklórozottak, akár nem, elasztolefin (46) és melamin (47).
               
            A módszer azokra a modakrilokra alkalmazható, amelyek koncentrált kénsavba (sűrűsége 20 °C-on: 1,84 ) bemerítve áttetsző oldatot adnak.
      Ez a módszer alkalmazható a 8. és a 9. módszer helyett.
      2.   ALAPELV
      A keverék nem polikloridszál, nem elasztolefin és nem melamin összetevőjét (vagyis az 1. bekezdés 1. pontjában említett szálakat) tömény kénsavval (sűrűsége 20 °C-on: 1,84 ) kioldjuk a keverék ismert száraz tömegéből.
      A polikloridszálból, elasztolefinből vagy melaminből álló visszamaradt anyagot összegyűjtjük, mossuk, szárítjuk és megmérjük; tömegét – szükséges esetén korrigálva – a keverék száraz tömegének százalékában fejezzük ki. A második összetevő százalékos részarányát különbségképzéssel határozzuk meg.
      3.   ESZKÖZÖK ÉS REAGENSEK (az általános információkban megadottakon kívül)
      3.1.   Eszközök
      
                  a)
               
               
                  Legalább 200 ml űrtartalmú, becsiszolt üvegdugós Erlenmeyer-lombik.
               
            
                  b)
               
               
                  Lapított végű üvegpálca.
               
            3.2.   Reagensek
      
                  a)
               
               
                  Kénsav, koncentrált (sűrűsége 20 °C-on: 1,84 ).
               
            
                  b)
               
               
                  Kénsav, körülbelül 50 tömegszázalékos vizes oldat.
                  Ezt úgy készítjük el, hogy 400 ml kénsavat (sűrűsége 20 °C-on: 1,84 ) óvatosan, folyamatos hűtés mellett, hozzátöltünk 500 ml desztillált vagy ionmentesített vízhez. A szobahőmérsékletűre hűlés után desztillált vízzel 1 literre hígítjuk.
               
            
                  c)
               
               
                  Ammónia, hígított oldat.
                  Hígítsunk fel desztillált vízzel 60 ml koncentrált ammóniaoldatot (sűrűsége 20 °C-on: 0,880 ) egy literre.
               
            4.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
      Kövessük az általános információkban megadott eljárást, majd folytassuk a következőképpen:
      A legalább 200 ml űrtartalmú Erlenmeyer-lombikban (3.1. a)) levő próbadarabra öntsünk grammonként 100 ml kénsavat (3.2. a)).
      Tartsuk a lombikot 10 percen keresztül szobahőmérsékleten, és ez idő alatt időnként keverjük meg a próbadarabot az üvegpálcával. Ha szövetet vagy kötött kelmét kezelünk, nyomogassuk azt kis erővel a lombik falához az üvegpálcával, hogy a kénsav által kioldott anyagot eltávolítsuk belőle.
      Dekantáljuk a folyadékot egy lemért üveg szűrőtégelyen. Töltsünk a lombikba egy újabb adag – 100 ml – kénsavat (3.2. a)), és ismételjük meg az előző műveletet. Töltsük át a lombik tartalmát az üveg szűrőtégelybe, a szálmaradékot az üvegpálca segítségével tegyük át. Ha szükséges, töltsünk egy kis koncentrált kénsavat (3.2. a)) a lombikba, és ezzel távolítsuk el a lombik falán megtapadt szálakat. Ürítsük ki az üvegszűrőt leszívással. Az átszűrt folyadékot öntsük ki a szűrőlombikból, vagy cseréljünk lombikot, mossuk át a szálmaradékot a szűrőben egymást követően 50 %-os kénsavoldattal (3.2. b)), desztillált vagy ionmentesített vízzel (az általános információk I.3.2.3. pontja), ammóniaoldattal (3.2. c)), és végül mossuk át alaposan desztillált vagy ionmentesített vízzel, közben ürítsük ki az üvegszűrőt leszívással minden egyes folyadékadagolás után. (Ne alkalmazzunk leszívást a mosási művelet közben, csak akkor, ha a folyadék már magától lefolyt.) Szárítsuk meg, hűtsük le, majd mérjük meg az üvegszűrőt a szálmaradékkal.
      5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
      Az eredményeket az általános információkban meghatározottak szerint számítsuk ki. A „d” értéke 1,00, kivéve a melamin esetében, amelynél „d” = 1,01.
      6.   A MÓDSZER PONTOSSÁGA
      Textilanyagok homogén keveréke esetében az ezzel a módszerrel kapott eredmények megbízhatósági tartománya, 95 %-os megbízhatósági szint mellett, nem nagyobb ± 1-nél.
      15.   MÓDSZER
      
         POLIKLORIDSZÁLAK, MEGHATÁROZOTT MODAKRILOK, MEGHATÁROZOTT ELASZTÁNOK, ACETÁTOK, TRIACETÁTOK ÉS MEGHATÁROZOTT MÁS SZÁLAK
      
      (Ciklohexanonos módszer)
      1.   ALKALMAZÁSI TERÜLET
      Ez a módszer, a nemszálasanyagok eltávolítása után, a következő szálakból álló kétkomponensű szálkeverékekhez alkalmazható:
      
                  1.
               
               
                  acetát (19), triacetát (24), polikloridszál (27), meghatározott modakrilok (29), meghatározott elasztánok (43)
                  és
               
            
                  2.
               
               
                  gyapjú (1), állati szőr (2) és (3), selyem (4), pamut (5), cupro (21), modál (22), viszkóz (25), poliamid vagy nejlon (30), akril (26), üvegszál (44) és melamin (47).
               
            Ha modakril- vagy elasztánszálat találunk a keverékben, egy előzetes vizsgálatot kell elvégezni annak megállapítására, hogy a szál teljes mértékben oldódik-e a reagensben.
      A polikloridszál-tartalmú keverékek elemzéséhez a 9. vagy a 14. módszer is alkalmazható.
      2.   ALAPELV
      Az ismert száraz tömegű keverékből ciklohexanonnal kioldjuk az acetát-, a triacetát-, a poliklorid-, valamint a meghatározott modakril- vagy elasztánszálakat. A maradékot összegyűjtjük, mossuk, szárítjuk és megmérjük; tömegét – szükséges esetén korrigálva – a keverék száraz tömegének százalékában fejezzük ki. A polikloridszál, a modakril, az elasztán, az acetát vagy a triacetát százalékos részarányát különbségképzéssel határozzuk meg.
      3.   ESZKÖZÖK ÉS REAGENSEK (az általános információkban megadottakon kívül)
      3.1.   Eszközök
      
                  a)
               
               
                  Forró extrahálásra alkalmas készülék, amely megfelel a 4. pontban leírt vizsgálati eljárás céljára. (Lásd az ábrát: ez a Melliand Textilberichte 56 (1975) 643–645. oldalán leírt készülék egy bizonyos változata).
               
            
                  b)
               
               
                  Üveg szűrőtégely a próbadarab tárolására.
               
            
                  c)
               
               
                  Porózus elválasztó lemez (1. fokozatú porozitással).
               
            
                  d)
               
               
                  Visszafolyós hűtő, amely feltehető a desztilláló lombikra.
               
            
                  e)
               
               
                  Melegítő eszköz.
               
            3.2.   Reagensek
      
                  a)
               
               
                  Ciklohexanon, forráspontja 156 °C.
               
            
                  b)
               
               
                  Etil-alkohol, 50 térfogatszázalékos.
               
            Megjegyzés:
      A ciklohexanon gyúlékony és mérgező anyag. Használatakor megfelelő elővigyázatossággal kell eljárni.
      4.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
      Kövessük az általános információkban megadott eljárást, majd folytassuk a következőképpen:
      Öntsünk a desztillációs lombikba a próbadarab minden grammjához 100 ml ciklohexanont, helyezzük be az extraháló edényt, amelyben előzőleg elhelyeztük a próbadarabot tartalmazó üveg szűrőtégelyt és – enyhén megdöntve – az elválasztó lemezt. Helyezzük be a visszafolyós hűtőt. A lombik tartalmát forraljuk fel, és extraháljunk 60 percig, legalább 12 ciklus/óra sebességgel.
      Az extrahálás és a hűtés után távolítsuk el az extraháló edényt, vegyük ki az üveg szűrőtégelyt, és távolítsuk el a porózus elválasztó lemezt. Mossuk át az üveg szűrőtégely tartalmát háromszor vagy négyszer kb. 60 °C-ra felmelegített, 50 %-os etil-alkohollal, majd ezt követően 1 liter 60 °C-os vízzel.
      Ne alkalmazzunk leszívást a mosási műveletek alatt és között. Hagyjuk a folyadékot magától lefolyni, és csak ezután alkalmazzuk a leszívást.
      Végül szárítsuk meg, hűtsük le, majd mérjük meg az üvegszűrőt a szálmaradékkal.
      5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
      Az eredményeket az általános információkban meghatározottak szerint számítsuk ki. A „d” értéke 1,00, kivéve a selyem és melamin esetén, amelyeknél „d” = 1,01, valamint az akril esetén, amelynél „d” = 0,98.
      6.   A MÓDSZER PONTOSSÁGA
      Textilanyagok homogén keveréke esetében az ezzel a módszerrel kapott eredmények megbízhatósági tartománya, 95 %-os megbízhatósági szint mellett, nem nagyobb ± 1-nél.
      A 15. módszer 3.1. a. pontjában hivatkozott ábra
      
         
      16.   MÓDSZER
      
         MELAMIN ÉS MEGHATÁROZOTT MÁS SZÁLAK
      
      (Forró hangyasavas módszer)
      1.   ALKALMAZÁSI TERÜLET
      Ez a módszer, a nemszálasanyagok eltávolítása után, a következő szálakból álló kétkomponensű szálkeverékekhez alkalmazható:
      
                  1.
               
               
                  melamin (47)
                  és
               
            
                  2.
               
               
                  pamut (5) és aramid (31).
               
            2.   ALAPELV
      Az ismert száraz tömegű keverékből (90 tömegszázalékos) forró hangyasavval kioldjuk a melamint.
      A maradékot összegyűjtjük, mossuk, szárítjuk és megmérjük; tömegét – szükséges esetén korrigálva – a keverék száraz tömegének százalékában fejezzük ki. A második összetevő százalékos részarányát különbségképzéssel határozzuk meg.
      Megjegyzés:
      Szigorúan az ajánlott hőmérsékleti tartományban kell maradni, mivel a melamin oldhatósága nagymértékben függ a hőmérséklettől.
      3.   ESZKÖZÖK ÉS REAGENSEK (az általános információkban megadottakon kívül)
      3.1.   Eszközök
      
                  a)
               
               
                  Legalább 200 ml űrtartalmú, becsiszolt üvegdugós Erlenmeyer-lombik.
               
            
                  b)
               
               
                  Rázó vízfürdő vagy egyéb olyan eszköz, amely rázni és 90 ± 2 °C-on tudja tartani a lombikot.
               
            3.2.   Reagensek
      
                  a)
               
               
                  Hangyasav (90 tömegszázalékos, sűrűsége 20 °C-on: 1,204 ). Hígítsunk fel 890 ml 98–100 tömegszázalékos hangyasavat (sűrűsége 20 °C-on: 1,220 ) vízzel 1 literre.
                  A forró hangyasav erősen maró hatású, ezért fokozott körültekintéssel kell vele bánni.
               
            
                  b)
               
               
                  Ammónia, hígított oldat: 80 ml koncentrált ammóniát (sűrűsége 20 °C-on: 0,880 ) hígítsunk fel vízzel 1 literre.
               
            4.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
      Kövessük az általános információkban megadott eljárást, majd folytassuk a következőképpen:
      A legalább 200 ml űrtartalmú Erlenmeyer-lombikban található próbadarab minden grammjához adjunk 100 ml hangyasavat. Tegyük rá az üvegdugót, és rázzuk fel a lombik tartalmát, hogy a próbadarab átitatódjon. Rázassuk erőteljesen a lombikot rázó vízfürdőben 90 ± 2 °C-on egy órán keresztül. Hűtsük a lombikot szobahőmérsékletre. Dekantáljuk a folyadékot egy lemért üveg szűrőtégelyen. Öntsünk a szálmaradékot tartalmazó lombikba 50 ml hangyasavat, kézzel rázzuk fel, és a lombik tartalmát szűrjük át az üveg szűrőtégelyen. A visszamaradt szálakat vigyük át az üveg szűrőtégelyre úgy, hogy a lombikot kis mennyiségű hangyasavval kiöblítjük. A tégelyt ürítsük ki leszívással, és a visszamaradó szálakat mossuk át egymást követően hangyasavval, forró vízzel, hígított ammóniaoldattal, végezetül pedig hideg vízzel, miközben a tégelyt minden újabb anyag hozzáadása után leszívással kiürítjük. Ne alkalmazzunk leszívást addig, míg minden mosófolyadék magától le nem folyt. Végül szívassuk le a bennmaradó folyadékot, majd szárítsuk meg, hűtsük le, és mérjük meg az üveg szűrőtégelyt a szálmaradékkal.
      5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
      Az eredményeket az általános információkban meghatározottak szerint számítsuk ki. A „d” értéke 1,02.
      6.   A MÓDSZER PONTOSSÁGA
      Textilanyagok homogén keveréke esetében az ezzel a módszerrel kapott eredmények megbízhatósági tartománya, 95 %-os megbízhatósági szint mellett, nem nagyobb ± 2-nél.
      3.   FEJEZET
      
         A HÁROMKOMPONENSŰ TEXTILSZÁLKEVERÉKEK MENNYISÉGI ELEMZÉSE
      
      BEVEZETÉS
      A mennyiségi elemzés kémiai módszerei általában az egyes komponensek szelektív kioldásán alapulnak. Ennek a módszernek négy lehetséges változata van:
      
                  1.
               
               
                  Két külön próbadarabot alkalmazva, az (a) komponenst kioldjuk az egyik próbadarabból, a (b) komponenst pedig a másikból. Mindkét próbadarab oldhatatlan maradékát megmérjük, és a két oldható komponens százalékos mennyiségét a megfelelő tömegveszteségekből számítjuk ki. A harmadik komponens (c) százalékos mennyiségét különbségképzéssel határozzuk meg.
               
            
                  2.
               
               
                  Két külön próbadarabot alkalmazva, az (a) komponenst kioldjuk az egyik próbadarabból, két komponenst (az (a)-t és a (b)-t) pedig a másikból. Az első próbadarab oldhatatlan maradékát megmérjük, és az (a) komponens százalékos mennyiségét a tömegveszteségből számítjuk ki. Megmérjük a második próbadarab maradékát is, ez megegyezik a (c) komponenssel. A harmadik, (b) komponens százalékos mennyiségét különbségképzéssel határozzuk meg.
               
            
                  3.
               
               
                  Két külön próbadarabot alkalmazva, két komponenst (az (a)-t és a (b)-t) kioldunk az egyik próbadarabból, két komponenst (a (b)-t és a (c)-t) pedig a másikból. Az oldhatatlan maradékok megegyeznek a (c) és az (a) komponensekkel. A harmadik, (b) komponens százalékos mennyiségét különbségképzéssel határozzuk meg.
               
            
                  4.
               
               
                  Csak egy próbadarabot alkalmazva, az egyik komponens eltávolítása után az oldhatatlan maradékot – amely a másik két szál – megmérjük, és a tömegveszteségből kiszámítjuk az oldható komponens százalékos mennyiségét. Ezután kioldjuk a maradék két szál egyikét, az oldhatatlan komponenst megmérjük, és a tömegveszteségből kiszámítjuk a második oldható komponens százalékos mennyiségét.
               
            Ha lehetőség van választásra, akkor ajánlatos az első három változat egyikét alkalmazni.
      A kémiai elemzés alkalmazása esetén a szakértő felelős azért, hogy a kiválasztott módszerekhez alkalmazott oldószerek csak a megfelelő szálat (szálakat) oldják, a többi szálat pedig érintetlenül hagyják.
      Példaképpen az V. szakaszban szerepel egy táblázat, amely tartalmaz néhány háromkomponensű szálkeveréket, és megadja azokat a kétkomponensű szálkeverékek elemzéséhez használatos módszereket is, amelyek elvileg ezeknek a háromkomponensű szálkeverékeknek az elemzéséhez alkalmazhatók.
      A hibalehetőségek minimumra csökkentése érdekében ajánlatos – amennyiben van rá mód –, hogy a négy fent említett változat közül legalább kettőt alkalmazzunk a kémiai elemzéshez.
      A vizsgálat előtt a keverékben lévő minden szálféleséget azonosítani kell. Néhány kémiai módszer esetében az oldható komponens(ek) oldására alkalmazott reagensben a keverék oldhatatlan komponense is részlegesen feloldódhat. A reagenseket lehetőleg úgy kell megválasztani, hogy ne legyen, vagy csak csekély hatásuk legyen az oldhatatlan szálakra. Ha tudjuk, hogy az elemzés során tömegveszteség lép fel, akkor az eredményt korrigálni kell; e célból az egyes módszereknél adottak a korrekciós tényezők. Ezeket a korrekciós tényezőket több laboratóriumban oly módon határozták meg, hogy az előkezeléssel tisztított szálakat az adott módszernél előírt reagenssel kezelték. Ezek a korrekciós tényezők csak a nem károsodott szálak esetében alkalmazhatók; ezektől eltérő korrekciós tényezők is szükségessé válhatnak, ha a szálak a feldolgozás előtt vagy a feldolgozás során károsodtak. Ha a negyedik változatot kell alkalmaznunk, amelynél a textilszálat két különböző oldószer egymás utáni hatásának tesszük ki, akkor korrekciós tényezőkkel kell figyelembe venni azon lehetséges tömegveszteségeket, amelyeket a szál a két kezelés során elszenved. Mind a kézi, mind a kémiai szétválasztás esetében legalább két meghatározást kell végezni.
      I.   Általános információk a háromkomponensű textilszálkeverékek kémiai úton történő mennyiségi elemzésének módszereiről
      
      A háromkomponensű textilszálkeverékek kémiai úton történő mennyiségi elemzéséhez megadott valamennyi módszerre vonatkozó információ.
      I.1.   ALKALMAZÁSI TERÜLET
      A kétkomponensű textilszálkeverékek elemzésére szolgáló egyes módszerek alkalmazási területe felsorolja azon szálféleségeket, amelyekhez a módszer alkalmazható. (Lásd az egyes kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének módszereiről szóló 2. fejezetet.)
      I.2.   ALAPELV
      A keverék komponenseinek azonosítása után a nemszálasanyagokat megfelelő előkezeléssel eltávolítjuk, ezután a bevezetésben leírt szelektív kioldási eljárás négy változatából egyet vagy többet alkalmazunk. Ha nem jelent műszaki nehézséget, akkor lehetőleg a nagyobb mennyiségben lévő szálkomponenst kell kioldani, így a kisebb mennyiségű szálkomponens lesz a végső maradék.
      I.3.   ESZKÖZÖK ÉS REAGENSEK
      I.3.1.   Eszközök
      I.3.1.1.   Üveg szűrőtégelyek és mérőedények, amelyek elég nagyok a tégelyek befogadására, vagy bármilyen más eszközök, amelyek azonos eredményeket adnak.
      I.3.1.2.   Szívópalack.
      I.3.1.3.   Exszikkátor, amely önindikáló szilikagélt tartalmaz.
      I.3.1.4.   Ventilációs szárítószekrény a próbadarabok 105 ± 3 °C-on történő szárításához.
      I.3.1.5.   0,0002 g-os pontosságú analitikai mérleg
      I.3.1.6.   Soxhlet extraháló készülék vagy más olyan készülék, amely azonos eredményeket ad.
      I.3.2.   Reagensek
      I.3.2.1.   Átdesztillált petroléter, forráspontja 40–60 °C között.
      I.3.2.2.   A többi reagenst az egyes módszerek ide vonatkozó pontjai adják meg.
      I.3.2.3.   Desztillált vagy ionmentesített víz.
      I.3.2.4.   Aceton.
      I.3.2.5.   Ortofoszforsav.
      I.3.2.6.   Karbamid.
      I.3.2.7.   Nátrium-bikarbonát.
      Minden felhasznált reagensnek vegytisztának kell lennie.
      I.4.   KONDICIONÁLÓ ÉS VIZSGÁLATI LÉGTÉR
      Mivel a száraz tömegeket határozzuk meg, nem kell a próbadarabot kondicionálni és nem szükséges a vizsgálatot klimatizált légtérben végezni.
      I.5.   LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATI MINTA
      Vegyük ki a laboratóriumi vizsgálati mintát úgy, hogy az reprezentálja a laboratóriumi nyers mintát, és összes próbadarabhoz – amelyek mindegyike legalább 1 g – elegendő legyen.
      I.6.   A LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATI MINTA ELŐKEZELÉSE (14)
      
      Ha a keverékben olyan anyag található, amelyet a százalékszámításhoz nem kell figyelembe venni (lásd a 19. cikket), akkor azt először el kell távolítani egy olyan módszerrel, amely egy szálkomponensre sincs hatással.
      Ezért a petroléterrel és vízzel extrahálható nemszálasanyagokat távolítsuk el a laboratóriumi vizsgálati minta Soxhlet extraháló készülékben, petroléterrel, minimum 6 ciklus/óra sebességgel történő kezelésével. A petrolétert hagyjuk elpárologni a laboratóriumi vizsgálati mintáról, amelyet ezután extraháljunk közvetlen kezeléssel, azaz áztassuk a laboratóriumi vizsgálati mintát egy órán át szobahőmérsékletű vízben, majd további egy órán át 65 ± 5 °C hőmérsékletű vízben, időnként felkeverve. A laboratóriumi vizsgálati minta/víz arány 1:100 legyen. Távolítsuk el a laboratóriumi vizsgálati mintából a felesleges vizet kipréseléssel, leszívatással vagy centrifugálással, majd hagyjuk a laboratóriumi vizsgálati mintát levegőn megszáradni.
      Elasztolefint, vagy elasztolefint és más szálasanyagot (gyapjú, állati szőr, selyem, pamut, len, valódi kender, juta, manilakender, alfafű, kókusz, seprűzanót, rami, szizál, cupro, modál, fehérjeszál, viszkóz, akril, poliamid vagy nejlon, poliészter és elaszto-multiészter) tartalmazó textilszálkeverékek esetében az imént ismertetett eljárást kissé módosítani kell, azaz a petrolétert acetonnal kell felváltani.
      Ha a nemszálasanyag petroléterrel és vízzel nem vonható ki, a fentebb leírt vizes eljárást olyan megfelelő módszerrel kell helyettesíteni, amely a szál összetevőit nem változtatja meg számottevő mértékben. Némely fehérítetlen, természetes növényi rostot tartalmazó szál esetében (például juta vagy kókusz) megjegyzendő, hogy a petroléterrel és vízzel végzett normál előkezelés nem távolítja el az összes nemszálasanyagot; ennek ellenére nem alkalmazunk további előkezelést, hacsak a minta nem tartalmaz vízben és petroléterben egyaránt oldhatatlan appretálószereket.
      Az elemzésről készült jelentésnek részletesen ki kell térnie az alkalmazott előkezelési módszerekre.
      I.7.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
      I.7.1.   Általános információk
      I.7.1.1.   Szárítás
      Minden szárítási eljárás legalább négy, de legfeljebb 16 órán keresztül történjen 105 ± 3 °C-on, ventilációs szárítószekrényben, zárt ajtónál. Ha a szárítási időtartam 14 óránál rövidebb, akkor a tömegállandóság megállapításához a mintát ellenőrző mérésnek kell alávetni. A tömeg akkor tekinthető állandónak, ha további 60 perces szárítás után 0,05 %-nál kisebb a változása.
      A szűrőtégelyeket és a mérőedényeket, a mintákat vagy a maradékokat a szárítási, hűtési és mérési műveletek közben nem szabad puszta kézzel megérinteni.
      Szárítsuk a próbadarabokat mérőedényben, mellétéve a fedelét. A szárítás után a mérőedényt még a szárítószekrényből való kivétel előtt fedjük le, és gyorsan tegyük át az exszikkátorba.
      Szárítsuk a szűrőtégelyt mérőedényben, mellétéve a fedelét. A szárítás után fedjük le a mérőedényt, és gyorsan tegyük át az exszikkátorba.
      Ha szűrőtégely helyett más eszközt használtunk, akkor a szárítási műveleteket olyan módszerrel kell elvégezni a szárítószekrényben, amely lehetővé teszi a szálak száraz tömegének veszteség nélküli meghatározását.
      I.7.1.2.   Hűtés
      Minden hűtés a mérleg mellé állított exszikkátorban történjen addig, amíg a mérőedény teljesen le nem hűl, és ez nem lehet rövidebb két óránál.
      I.7.1.3.   Tömegmérés
      A hűtés után a mérőedény mérését az exszikkátorból való kivételét követő két percen belül be kell fejezni. A mérést 0,0002 g-os pontossággal kell elvégezni.
      I.7.2.   Vizsgálati eljárás
      Vegyünk az előkezelt laboratóriumi vizsgálati mintából egy legalább 1 g tömegű próbadarabot. A fonalat vagy kelmét vágjuk fel kb. 10 mm hosszúságú darabokra, és bontsuk szét, amennyire lehetséges. Szárítsuk meg a próbadarabot mérőedényben, exszikkátorban hűtsük le, majd mérjük meg. Tegyük át próbadarabot – a megfelelő uniós módszer vonatkozó pontjában megadott – üvegedénybe, ezután rögtön mérjük meg ismét a mérőedényt, és a különbségből számítsuk ki a próbadarab száraz tömegét; fejezzük be a vizsgálatot az alkalmazott módszer megfelelő pontjában leírt módon. Mikroszkóp alatt vizsgáljuk meg a maradékot, így ellenőrizzük, hogy a kezeléssel valóban teljesen eltávolítottuk-e az oldható szálat.
      I.8.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
      Az egyes komponensek tömegét a keverékben lévő szálak teljes tömegének százalékában adjuk meg. Számítsuk ki az eredményeket tiszta, száraz tömeg alapján, korrigálva ezeket a) az egyezményes nedvességtartalom-értékekkel; valamint b) azokkal a korrekciós tényezőkkel, amelyek az előkezelés és a vizsgálat során fellépő nemszálasanyag-veszteség figyelembevételéhez szükségesek.
      I.8.1.   A tiszta, száraz szálak tömegszázalékának számítása, a szál előkezelés alatt fellépő tömegveszteségének figyelembevétele nélkül.
      I.8.1.1.   1. VÁLTOZAT
      A következő képletek akkor alkalmazhatók, ha a keverék egyik komponensét az egyik próbadarabból, a másik komponensét pedig egy második próbadarabból távolítjuk el:
      
         
      
         
      
         P
         3% = 100 – (P
         1% + P
         2%)
      
                  P1%
               
               
                  az első tiszta, száraz első komponens százalékaránya (az első próbadarabból az első reagenssel kioldott komponens),
               
            
                  P2%
               
               
                  a második tiszta, száraz komponens százalékaránya (a második próbadarabból a második reagenssel kioldott komponens),
               
            
                  P3%
               
               
                  a harmadik tiszta, száraz komponens százalékaránya (az a komponens, amelyet egyik próbadarabból sem oldottunk ki),
               
            
                  m1
                  
               
               
                  az első próbadarab száraz tömege az előkezelés után,
               
            
                  m2
                  
               
               
                  a második próbadarab száraz tömege az előkezelés után,
               
            
                  r1
                  
               
               
                  a maradék száraz tömege, miután az első próbadarabból az első reagenssel eltávolítottuk az első komponenst,
               
            
                  r2
                  
               
               
                  a maradék száraz tömege, miután a második próbadarabból a második reagenssel eltávolítottuk a második komponenst,
               
            
                  d1
                  
               
               
                  korrekciós tényező az első próbadarabból nem kioldott második komponens első reagensben fellépő tömegveszteségének a figyelembevételéhez (15),
               
            
                  d2
                  
               
               
                  korrekciós tényező az első próbadarabból nem kioldott harmadik komponens első reagensben fellépő tömegveszteségének a figyelembevételéhez,
               
            
                  d3
                  
               
               
                  korrekciós tényező a második próbadarabból nem kioldott első komponens második reagensben fellépő tömegveszteségének a figyelembevételéhez,
               
            
                  d4
                  
               
               
                  korrekciós tényező a második próbadarabból nem kioldott harmadik komponens második reagensben fellépő tömegveszteségének a figyelembevételéhez.
               
            I.8.1.2.   2. VÁLTOZAT
      A következő képletek akkor alkalmazhatók, ha az (a) komponenst az első próbadarabból távolítjuk el, a másik két (b + c) komponens a maradék, két (a + b) komponenst pedig a második próbadarabból távolítunk el, és a maradék a harmadik (c) komponens:
      
         P
         1% = 100 – (P
         2% + P
         3%)
      
         
      
         
      
                  P1%
               
               
                  az első tiszta, száraz első komponens százalékaránya (az első próbadarabból az első reagenssel kioldott komponens),
               
            
                  P2%
               
               
                  a második tiszta, száraz komponens százalékaránya (a második próbadarabból a második reagenssel – az első komponenssel egyidejűleg – kioldott komponens),
               
            
                  P3%
               
               
                  a harmadik tiszta, száraz komponens százalékaránya (az a komponens, amelyet egyik próbadarabból sem oldottunk ki),
               
            
                  m1
                  
               
               
                  az első próbadarab száraz tömege az előkezelés után,
               
            
                  m2
                  
               
               
                  a második próbadarab száraz tömege az előkezelés után,
               
            
                  r1
                  
               
               
                  a maradék száraz tömege, miután az első próbadarabból az első reagenssel eltávolítottuk az első komponenst,
               
            
                  r2
                  
               
               
                  a maradék száraz tömege, miután a második próbadarabból a második reagenssel eltávolítottuk az első és a második komponenst,
               
            
                  d1
                  
               
               
                  korrekciós tényező az első próbadarabból nem kioldott második komponens első reagensben fellépő tömegveszteségének a figyelembevételéhez,
               
            
                  d2
                  
               
               
                  korrekciós tényező az első próbadarabból nem kioldott harmadik komponens első reagensben fellépő tömegveszteségének a figyelembevételéhez,
               
            
                  d4
                  
               
               
                  korrekciós tényező a második próbadarabból nem kioldott harmadik komponens második reagensben fellépő tömegveszteségének a figyelembevételéhez.
               
            I.8.1.3.   3. VÁLTOZAT
      A következő képletek akkor alkalmazhatók, ha két (a + b) komponenst az egyik próbadarabból távolítunk el, a harmadik (c) komponens a maradék, két (b + c) komponenst pedig egy második próbadarabból távolítunk el, és az első (a) komponens a maradék:
      
         
      
         P
         2% = 100 – (P
         1% + P
         3%)
      
         
      
                  P1%
               
               
                  az első tiszta, száraz komponens százalékaránya (a reagenssel kioldott komponens),
               
            
                  P2%
               
               
                  a második tiszta, száraz komponens százalékaránya (a reagenssel kioldott komponens),
               
            
                  P3%
               
               
                  a harmadik tiszta, száraz komponens százalékaránya (a második próbadarabból a reagenssel kioldott komponens),
               
            
                  m1
                  
               
               
                  az első próbadarab száraz tömege az előkezelés után,
               
            
                  m2
                  
               
               
                  a második próbadarab száraz tömege az előkezelés után,
               
            
                  r1
                  
               
               
                  a maradék száraz tömege, miután az első próbadarabból az első reagenssel eltávolítottuk az első és a második komponenst,
               
            
                  r2
                  
               
               
                  a maradék száraz tömege, miután a második próbadarabból a második reagenssel eltávolítottuk a második és a harmadik komponenst,
               
            
                  d2
                  
               
               
                  korrekciós tényező az első próbadarabból nem kioldott harmadik komponens első reagensben fellépő tömegveszteségének a figyelembevételéhez,
               
            
                  d3
                  
               
               
                  korrekciós tényező a második próbadarabból nem kioldott első komponens második reagensben fellépő tömegveszteségének a figyelembevételéhez.
               
            I.8.1.4.   4. VÁLTOZAT
      A következő képletek akkor alkalmazatók, ha két komponenst egymás után távolítunk el a keverékből, ugyanazt a próbadarabot használva:
      
         P
         1% = 100 – (P
         2% + P
         3%)
      
         
      
         
      
                  P1%
               
               
                  az első tiszta, száraz komponens százalékaránya (az első oldható komponens),
               
            
                  P2%
               
               
                  a második tiszta, száraz komponens százalékaránya (a második oldható komponens),
               
            
                  P3%
               
               
                  a harmadik tiszta, száraz komponens százalékaránya (oldhatatlan komponens),
               
            
                  m
               
               
                  a próbadarab száraz tömege az előkezelés után,
               
            
                  r1
                  
               
               
                  a maradék száraz tömege, miután az első reagenssel eltávolítottuk az első komponenst,
               
            
                  r2
                  
               
               
                  a maradék száraz tömege, miután az első és a második reagenssel eltávolítottuk az első és a második komponenst,
               
            
                  d1
                  
               
               
                  korrekciós tényező a második komponens első reagensben fellépő tömegveszteségének a figyelembevételéhez,
               
            
                  d2
                  
               
               
                  korrekciós tényező a harmadik komponens első reagensben fellépő tömegveszteségének a figyelembevételéhez,
               
            
                  d3
                  
               
               
                  korrekciós tényező a harmadik komponensnek az első és a második reagensben fellépő tömegveszteségének a figyelembevételéhez (16).
               
            I.8.2.   Az egyes komponensek százalékarányának kiszámítása az egyezményes nedvességtartalom-értékek és – adott esetben – az előkezelés során fellépő tömegveszteségek korrekciós tényezőinek figyelembevételével:
      Amennyiben:
      
         
      akkor:
      
         
      
         
      
         
      
                  P1A%
               
               
                  az első tiszta, száraz komponens százalékaránya, a nedvességtartalom és az előkezelés során fellépő tömegveszteség figyelembevételével,
               
            
                  P2A%
               
               
                  a második tiszta, száraz komponens százalékaránya, a nedvességtartalom és az előkezelés során fellépő tömegveszteség figyelembevételével,
               
            
                  P3A%
               
               
                  a harmadik tiszta, száraz komponens százalékaránya, a nedvességtartalom és az előkezelés során fellépő tömegveszteség figyelembevételével,
               
            
                  P1
                  
               
               
                  az első tiszta, száraz komponens százalékaránya az I.8.1. pontban megadott képletek egyikével kiszámítva,
               
            
                  P2
                  
               
               
                  a második tiszta, száraz komponens százalékaránya az I.8.1. pontban megadott képletek egyikével kiszámítva,
               
            
                  P3
                  
               
               
                  a harmadik tiszta, száraz komponens százalékaránya az I.8.1. pontban megadott képletek egyikével számolva,
               
            
                  a1
                  
               
               
                  az első komponens egyezményes nedvességtartalom-értéke,
               
            
                  a2
                  
               
               
                  a második komponens egyezményes nedvességtartalom-értéke,
               
            
                  a3
                  
               
               
                  a harmadik komponens egyezményes nedvességtartalom-értéke,
               
            
                  b1
                  
               
               
                  az első komponens százalékos tömegvesztesége az előkezelés során,
               
            
                  b2
                  
               
               
                  a második komponens százalékos tömegvesztesége az előkezelés során,
               
            
                  b3
                  
               
               
                  a harmadik komponens százalékos tömegvesztesége az előkezelés során.
               
            Speciális előkezelés alkalmazása esetén a b1, b2 és b3 értékeket lehetőleg úgy határozzuk meg, hogy minden tiszta szálalkotórészt alávetünk a vizsgálat során alkalmazott előkezelésnek. Tiszta szálaknak azok a szálak tekinthetők, amelyek mentesek minden nemszálasanyagtól, kivéve azokat az anyagokat, amelyeket rendes körülmények között (akár természetüknél fogva, akár a gyártási eljárásuk következtében) tartalmaznak abban az állapotban (fehérítetlen, fehérített), amelyben a vizsgált anyag van.
      Ha nem állnak rendelkezésre külön-külön azok tiszta szálalkotórészek, amelyeket a vizsgált anyag előállításához használtak, akkor azokat a b1, b2 és b3 átlagértékeket alkalmazzuk, amelyeket a vizsgált keverék szálkomponenseihez hasonló tiszta szálak vizsgálatával határoztak meg.
      Ha a normál petroléteres és vizes extrakciós előkezelést alkalmazzuk, akkor általában mellőzhetők a b1, b2 és b3 korrekciós tényezők, kivéve a fehérítetlen pamut, a fehérítetlen len és a fehérítetlen kender esetében, amelyeknél az előkezelésnek tulajdonítható veszteség általában 4 %, valamint a polipropilén esetében, amelynél 1 % az elfogadott érték.
      A többi szálnál az előkezelésnek tulajdonítható veszteségeket rendszerint figyelmen kívül hagyjuk a számításoknál.
      I.8.3.   Megjegyzés
      A IV. szakaszban található néhány számítási példa.
      II.   A három komponenst tartalmazó szálkeverékek mennyiségi vizsgálata a kézi szétválasztás módszerével
      
      II.1.   ALKALMAZÁSI TERÜLET
      Ez a módszer bármilyen textilszálféleségnél alkalmazható, feltéve, hogy azok nem közvetlen (intim) keverék formában vannak, és kézzel szétválaszthatók.
      II.2.   ALAPELV
      A textilkomponensek azonosítása után megfelelő előkezeléssel eltávolítjuk a nemszálasanyagokat, ezután a szálakat kézzel szétválasztjuk, megszárítjuk és megmérjük, majd kiszámítjuk a keverékben lévő egyes szálak részarányát.
      II.3.   ESZKÖZÖK
      II.3.1.   Mérőedények vagy bármilyen más eszközök, amelyek azonos eredményhez vezetnek.
      II.3.2.   Exszikkátor, amely önindikáló szilikagélt tartalmaz.
      II.3.3.   Ventilációs szárítószekrény a próbadarabok 105 ± 3 °C-on történő szárításához.
      II.3.4.   0,0002 g mérési pontosságú analitikai mérleg.
      II.3.5.   Soxhlet extraháló készülék, vagy más, azonos eredményt adó készülék.
      II.3.6.   Bontótű.
      II.3.7.   Sodratvizsgáló műszer vagy más hasonló készülék.
      II.4.   REAGENSEK
      II.4.1.   Átdesztillált petroléter, forráspontja 40–60 °C között.
      II.4.2.   Desztillált vagy ionmentesített víz.
      II.5.   KONDICIONÁLÓ ÉS VIZSGÁLATI LÉGTÉR
      Lásd I.4.
      II.6.   LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATI MINTA
      Lásd I.5.
      II.7.   A LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATI MINTÁK ELŐKEZELÉSE
      Lásd I.6.
      II.8.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
      II.8.1.   Fonal vizsgálata
      Vegyünk ki legalább 1 g tömegű próbadarabot az előkezelt laboratóriumi vizsgálati mintából. Nagyon finom fonalak esetében a vizsgálatot el lehet végezni minimum 30 m hosszúságú fonalon, tekintet nélkül a tömegére.
      Vágjuk fel a fonalat megfelelő hosszúságú darabokra, majd bontótűvel, és ha szükséges, sodratvizsgálóval különítsük el a szálféleségeket. Az így kapott szálféleségeket az előzőleg lemért mérőedényekbe tesszük, és 105 ± 3°C-on tömegállandóságig szárítjuk az I.7.1., valamint I.7.2. pontban megadottak szerint.
      II.8.2.   Kelme vizsgálata
      Vegyünk ki legalább 1 g tömegű próbadarabot az előkezelt laboratóriumi vizsgálati mintából, a szegélyt kihagyva, a kirojtosodás elkerülése érdekében a széleket gondosan vágva, a lánc- és vetülékfonalakkal párhuzamosan, kötött kelméknél pedig a szemsorok és szemoszlopok vonalában. Különítsük el az eltérő szálféleségeket, és gyűjtsük azokat előzőleg lemért mérőedényekbe, majd folytassuk a vizsgálatot a II.8.1. pont szerint.
      II.9.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
      Az egyes komponensek tömegét a keverékben lévő szálak teljes tömegének százalékában adjuk meg. Az eredményeket a tiszta, száraz tömeg alapján számítsuk ki, korrigálva ezeket a) az egyezményes nedvességtartalom-értékekkel; és b) azokkal a korrekciós tényezőkkel, amelyek az előkezelésnél fellépő veszteségek figyelembevételéhez szükségesek.
      II.9.1.   A tiszta, száraz szálak tömegszázalékának számítása a szál előkezelés alatt fellépő tömegveszteségének figyelembevétele nélkül:
      
         
      
         
      
         P
         3% = 100 – (P
         1% + P
         2%)
      
                  P1%
               
               
                  az első tiszta, száraz komponens százalékaránya,
               
            
                  P2%
               
               
                  a második tiszta, száraz komponens százalékaránya,
               
            
                  P3%
               
               
                  a harmadik tiszta, száraz komponens százaléka,
               
            
                  m1
                  
               
               
                  az első tiszta, száraz komponens tömege,
               
            
                  m2
                  
               
               
                  a második tiszta, száraz komponens tömege,
               
            
                  m3
                  
               
               
                  a harmadik tiszta, száraz komponens tömege.
               
            II.9.2.   Az egyes komponensek százalékarányának kiszámítása az egyezményes nedvességtartalom-értékek, illetve adott esetben az előkezelésnél fellépő tömegveszteségek korrekciós tényezőinek figyelembevételével: lásd I.8.2.
      III.   A három komponenst tartalmazó szálkeverékek mennyiségi vizsgálata a kézi és a kémiai szétválasztás kombinálásával
      
      Ha lehetséges, akkor minden elválasztandó komponens kémiai kezelésének az elkezdése előtt kézi szétválasztást kell alkalmazni a komponensek részarányának a figyelembevételéhez.
      III.1.   A MÓDSZEREK PONTOSSÁGA
      A két komponenst tartalmazó szálkeverékek nyersanyag-összetételét meghatározó módszereknél feltüntetett pontosság a reprodukálhatóságra vonatkozik (lásd az egyes kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének módszereit bemutató 2. fejezetet).
      A reprodukálhatóság a megbízhatóságot jelenti, azaz a különböző laboratóriumokban vagy különböző időpontokban kapott kísérleti értékek egyezőségének a mértékét, ha ugyanazt a módszert alkalmazzuk, és ugyanannak a homogén keveréknek a próbadarabjait használjuk.
      A reprodukálhatóságot az eredmények megbízhatósági határaival fejezzük ki, 95%-os megbízhatósági szint mellett.
      Ez azt jelenti, hogy a módszer szabályos és hibátlan alkalmazása esetén, a különböző laboratóriumokban ugyanazon homogén keveréken elvégzett vizsgálati sorozat két eredménye közötti eltérés a megbízhatósági határt 100-ból csak 5 esetben haladhatja meg.
      A hármas szálkeverék vizsgálati pontosságának meghatározásához adottak az értékek azoknál a kettős szálkeverékek vizsgálatára szolgáló módszereknél, amelyeket az adott hármas szálkeverék vizsgálatához a szokásos módon alkalmaztunk.
      A hármas szálkeverékek mennyiségi kémiai meghatározásának négy változatánál két kioldást végzünk (két külön próbadarabot alkalmazva az első három változathoz és egy próbadarabot a negyedik változathoz), és feltételezve, hogy E1 és E2 jelenti a kettős szálkeverékek vizsgálatára szolgáló két módszer saját pontosságát, akkor az egyes komponensekre kapott eredmények pontosságát a következő táblázat mutatja:
      
                  Szálkomponens
               
               
                  Változatok
               
            
                  1.
               
               
                  2. és 3.
               
               
                  4.
               
            
                  a
               
               
                  E1
                  
               
               
                  E1
                  
               
               
                  E1
                  
               
            
                  b
               
               
                  E2
                  
               
               
                  E1 + E2
                  
               
               
                  E1 + E2
                  
               
            
                  c
               
               
                  E1 + E2
                  
               
               
                  E2
                  
               
               
                  E1 + E2
                  
               
            Ha a negyedik változatot alkalmazzuk, akkor lehet, hogy azt tapasztaljuk, hogy a pontosság mértéke alacsonyabb, mint amit a fent megadott módszerrel kiszámítottunk, és ez feltehetően az első reagensnek a (b) és (c) komponenst tartalmazó maradékra gyakorolt hatása miatt van, amit nehéz lenne értékelni.
      III.2.   VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
      III.2.1.   Adjuk meg a változato(ka)t, amely(ek) szerint a vizsgálatot elvégeztük, a módszereket, a reagenseket és a korrekciós tényezőket.
      III.2.2.   Részletesen adjunk meg minden különleges előkezelést (lásd I.6.).
      III.2.3.   Adjuk meg az egyes eredményeket és az eredmények számtani átlagát, egy tizedesjegyre kerekítve.
      III.2.4.   Ha lehetséges, állapítsuk meg a módszer pontosságát minden összetevőre, a III.1. szakasz táblázata szerint kiszámítva.
      IV.   Példák meghatározott hármas keverékekben levő komponensek százalékarányának kiszámítására, az I.8.1. pontban leírt egyes változatok alkalmazásával
      
      Vegyünk egy olyan szálkeveréket, amelynél a nyersanyag-összetétel minőségi meghatározásakor a következő komponenseket kaptuk: 1. kártolt gyapjú; 2. nejlon (poliamid); 3. fehérítetlen pamut.
      1.   VÁLTOZAT
      Ezt a változatot alkalmazva, két különböző próbadarabot használva, az egyik komponenst (a = gyapjú) az első próbadarabból, a második komponenst (b = poliamid) a második próbadarabból kioldva, a következő eredmények adódhatnak:
      
                  1.
               
               
                  Az első próbadarab száraz tömege az előkezelés után (m1) = 1,6000g
               
            
                  2.
               
               
                  A maradék száraz tömege a lúgos nátrium-hipoklorittal való kezelés után (poliamid + pamut) (r1) = 1,4166 g
               
            
                  3.
               
               
                  A második próbadarab száraz tömege az előkezelés után (m2) = 1,8000 g
               
            
                  4.
               
               
                  A maradék száraz tömege a hangyasavas kezelés után (gyapjú + pamut) (r2) = 0,9000 g
               
            A lúgos nátrium-hipokloritos kezelés a poliamidnál nem okoz tömegveszteséget, de a fehérítetlen pamut vesztesége 3%, tehát d1 =1,00 és d2 = 1,03.
      A hangyasavas kezelés nem okoz tömegveszteséget sem a gyapjúnál, sem a fehérítetlen pamutnál, tehát a d3 és d4 = 1,00.
      Ha a kémiai módszerrel nyert értékeket és a korrekciós tényezőket behelyettesítjük az I.8.1.1. pontban megadott képletekbe, a következő eredményt kapjuk:
      P1% (gyapjú) = [1,03/1,00 – 1,03 × 1,4166/1,6000 + (0,9000/1,8000) × (1 – 1,03 / 1,00)] × 100 = 10,30
      P2% (poliamid) = [1,00/1,00 – 1,00 × 0,9000/1,8000 + (1,4166/1,6000) × (1– 1,00/1,00)] × 100 = 50,00
      P3% (pamut) = 100 – (10,30 + 50,00) = 39,70
      A keverékben lévő tiszta, száraz szálak százalékaránya a következő:
      
                  gyapjú
               
               
                  10,30 %
               
            
                  poliamid
               
               
                  50,00 %
               
            
                  pamut
               
               
                  39,70 %
               
            Ezeket a százalékokat korrigálni kell az I.8.2. pontban megadott képletek szerint, hogy számításba vegyük az egyezményes nedvességtartalom-értékeket és az előkezelés okozta tömegveszteségek miatti korrekciós tényezőket is.
      A IX. mellékletben megadott egyezményes nedvességtartalom-értékek a következők: kártolt gyapjúnál 17,00 %, poliamidnál 6,25 %, pamutnál 8,50 %, továbbá a fehérítetlen pamut a petroléteres és vizes előkezelésnél 4 %-os tömegveszteséget szenved.
      Tehát:
      P1A% (gyapjú) = 10,30 × [1 + (17,00 + 0,0)/100] / [10,30×(1 + (17,00 + 0,0)/100) + 50,00 × (1 + (6,25 + 0,0)/100) + 39,70 × (1 + (8,50+4,0) /100)] × 100 = 10,97
      P2A% (poliamid) = 50,0 × [(1 + (6,25+0,0)/100) /109,8385] × 100 = 48,37
      P3A% (pamut) = 100 – (10,97 + 48,37) = 40,66
      A fonal nyersanyag-összetétele tehát a következő:
      
                  poliamid
               
               
                  48,4 %
               
            
                  pamut
               
               
                  40,6 %
               
            
                  gyapjú
               
               
                  11,0 %
               
            
                   
               
               
                  100,0 %
               
            4.   VÁLTOZAT
      Vegyünk egy olyan szálkeveréket, amelynél a nyersanyag-összetétel minőségi meghatározásakor a következő komponenseket kaptuk: kártolt gyapjú, viszkóz, fehérítetlen pamut.
      Tegyük fel, hogy a 4. változatot alkalmazva, amikor egyetlen próbadarab keverékéből egymás után távolítjuk el a két komponenst, a következő eredményeket kapjuk:
      
                  1.
               
               
                  A próbadarab száraz tömege az előkezelés után (m) = 1,6000 g
               
            
                  2.
               
               
                  A maradék száraz tömege az első, lúgos nátrium-hipoklorittal történő kezelés után (viszkóz + pamut) (r1) = 1,4166 g
               
            
                  3.
               
               
                  A maradék száraz tömege az r1 maradék második, hangyasavas-cinkkloridos kezelése után (pamut) (r2) = 0,6630 g
               
            A lúgos nátrium-hipokloritos kezelés a viszkóznál nem okoz tömegveszteséget, de a fehérítetlen pamut vesztesége 3 %, tehát d1 = 1,00 és d2 =1,03.
      A hangyasavas–cinkkloridos kezelés eredményeként a pamut tömege 4%-kal nő, így d3 = 1,03 x 0,96 = 0,9888, kerekítve 0,99, (d3 korrekciós tényező a harmadik komponensnek az első és a második reagensben fellépő tömegveszteségének vagy tömegnövekedésének a figyelembevételére szolgál).
      Ha a kémiai analízissel kapott értékeket és a korrekciós tényezőket behelyettesítjük az I.8.1.4. pontban megadott képletekbe, az alábbi eredményt kapjuk:
      P2% (viszkóz) = 1,00 × (1,4166 / 1,6000) × 100 – (1,00 / 1,03) × 41,02 = 48,71 %
      P3% (pamut) = 0,99 × (0,6630 / 1,6000) × 100 = 41,02 %
      P1% (gyapjú) = 100 – (48,71 + 41,02) = 10,27 %
      Amint azt már az 1. változatnál bemutattuk, ezeket a százalékokat korrigálni kell az I.8.2. pontban megadott képletek szerint.
      P1A% (gyapjú) = 10,27 × [1 + (17,0 + 0,0) / 100)]/[10,27 × (1 + (17,00 + 0,0)/100) + 48,71 × (1 + (13 + 0,0) / 100) + 41,02 × (1 + (8,5 + 4,0)/ 100)] × 100 = 10,61 %
      P2A%(viszkóz) = 48,71 × [1 + (13 + 0,0) / 100] / 113,2057 × 100 = 48,62 %
      P3A% (pamut) = 100 – (10,61 + 48,62) = 40,77 %
      A keverék nyersanyag-összetétele tehát a következő:
      
                  viszkóz
               
               
                  48,6 %
               
            
                  pamut
               
               
                  40,8 %
               
            
                  gyapjú
               
               
                  10,6 %
               
            
                   
               
               
                  —
               
            
                   
               
               
                  100,0 %
               
            V.   Tipikus három komponenst tartalmazó szálkeverékek táblázata, amelyek a kettős keverékek elemzéséhez használt közösségi módszerekkel elemezhetők (tájékoztatás)
      
      
                  Sorszám
               
               
                  Szálkomponensek
               
               
                  Változat
               
               
                  A kettős keverékekhez alkalmazott módszer száma és reagens
               
            
                  1. komponens
               
               
                  2. komponens
               
               
                  3. komponens
               
            
                  1.
               
               
                  gyapjú vagy szőr
               
               
                  viszkóz, cupro vagy meghatározott típusú modál
               
               
                  pamut
               
               
                  1. és/vagy 4.
               
               
                  2. (hipoklorit) és 3. (cink-klorid/hangyasav)
               
            
                  2.
               
               
                  gyapjú vagy szőr
               
               
                  poliamid vagy nejlon
               
               
                  pamut, viszkóz, cupro vagy modál
               
               
                  1. és/vagy 4.
               
               
                  2. (hipoklorit) és 4. (hangyasav, 80 tömegszázalék m/m)
               
            
                  3.
               
               
                  gyapjú, szőr vagy selyem
               
               
                  meghatározott egyéb szálak
               
               
                  viszkóz, cupro, modál vagy pamut
               
               
                  1. és/vagy 4.
               
               
                  2. (hipoklorit) és 9. (széndiszulfid/aceton, 55,5/44,5 térfogat%, v/v )
               
            
                  4.
               
               
                  gyapjú vagy szőr
               
               
                  poliamid vagy nejlon
               
               
                  poliészter, polipropilén, akril vagy üvegszál
               
               
                  1. és/vagy 4.
               
               
                  2. (hipoklorit) és 4. (hangyasav, 80 tömegszázalék m/m)
               
            
                  5.
               
               
                  gyapjú, szőr vagy selyem
               
               
                  meghatározott egyéb szálak
               
               
                  poliészter, akril, poliamid vagy nejlon vagy üvegszál
               
               
                  1. és/vagy 4.
               
               
                  2. (hipoklorit) és 9. (széndiszulfid/aceton, 55,5/44,5 térfogat%, v/v )
               
            
                  6.
               
               
                  selyem
               
               
                  gyapjú vagy szőr
               
               
                  poliészter
               
               
                  2.
               
               
                  11. (kénsav 75 tömegszázalék, m/m) és 2. (hipoklorit)
               
            
                  7.
               
               
                  poliamid vagy nejlon
               
               
                  akril vagy egyéb meghatározott szálak
               
               
                  pamut, viszkóz, cupro vagy modál
               
               
                  1. és/vagy 4.
               
               
                  4. (hangyasav, 80 tömegszázalék, m/m) és 8. (dimetil-formamid)
               
            
                  8.
               
               
                  meghatározott polikloridok
               
               
                  poliamid vagy nejlon
               
               
                  pamut, viszkóz, cupro vagy modál
               
               
                  1. és/vagy 4.
               
               
                  8. (dimetil-formamid) és 4. (hangyasav, 80 tömegszázalék, m/m) vagy 9. (széndiszulfid/aceton, 55,5/44,5 térfogat% v/v) és 4. (hangyasav, 80 tömegszázalék, m/m)
               
            
                  9.
               
               
                  akril
               
               
                  poliamid vagy nejlon
               
               
                  poliészter
               
               
                  1. és/vagy 4.
               
               
                  8. (dimetil-formamid) és 4. (hangyasav, 80 tömegszázalék, m/m)
               
            
                  10.
               
               
                  acetát
               
               
                  poliamid vagy nejlon vagy egyéb meghatározott szálak
               
               
                  viszkóz, pamut, cupro vagy modál
               
               
                  4.
               
               
                  1. (aceton) és 4. (hangyasav, 80 tömegszázalék, m/m)
               
            
                  11.
               
               
                  meghatározott polikloridok
               
               
                  akril vagy egyéb meghatározott szálak
               
               
                  poliamid vagy nejlon
               
               
                  2. és/vagy 4.
               
               
                  9. (széndiszulfid/aceton, 55,5/44,5 térfogat% v/v) és 8. (dimetil-formamid)
               
            
                  12.
               
               
                  meghatározott polikloridok
               
               
                  poliamid vagy nejlon
               
               
                  akril
               
               
                  1. és/vagy 4.
               
               
                  9. (széndiszulfid/aceton, 55,5/44,5 térfogat% v/v) és 4. (hangyasav, 80 tömegszázalék, m/m)
               
            
                  13.
               
               
                  poliamid vagy nejlon
               
               
                  viszkóz, cupro, modál vagy pamut
               
               
                  poliészter
               
               
                  4.
               
               
                  4. (hangyasav, 80 tömegszázalék m/m) és 7. (kénsav, 75 tömegszázalék, m/m)
               
            
                  14.
               
               
                  acetát
               
               
                  viszkóz, cupro, modál vagy pamut
               
               
                  poliészter
               
               
                  4.
               
               
                  1. (aceton) és 7. (kénsav, 75 tömegszázalék, m/m)
               
            
                  15.
               
               
                  akril
               
               
                  viszkóz, cupro, modál vagy pamut
               
               
                  poliészter
               
               
                  4.
               
               
                  8. (dimetil-formamid) és 7. (kénsav, 75 tömegszázalék, m/m)
               
            
                  16.
               
               
                  acetát
               
               
                  gyapjú, szőr vagy selyem
               
               
                  pamut, viszkóz, cupro, modál, poliamid vagy nejlon, poliészter, akril
               
               
                  4.
               
               
                  1. (aceton) és 2. (hipoklorit)
               
            
                  17.
               
               
                  triacetát
               
               
                  gyapjú, szőr vagy selyem
               
               
                  pamut, viszkóz, cupro, modál, poliamid vagy nejlon, poliészter, akril
               
               
                  4.
               
               
                  6. (diklór-metán) és 2. (hipoklorit)
               
            
                  18.
               
               
                  akril
               
               
                  gyapjú, szőr vagy selyem
               
               
                  poliészter
               
               
                  1. és/vagy 4.
               
               
                  8. (dimetil-formamid) és 2. (hipoklorit)
               
            
                  19.
               
               
                  akril
               
               
                  selyem
               
               
                  gyapjú vagy szőr
               
               
                  4.
               
               
                  8. (dimetil-formamid) és 11. (kénsav, 75 tömegszázalék, m/m)
               
            
                  20.
               
               
                  akril
               
               
                  gyapjú, szőr vagy selyem
               
               
                  pamut, viszkóz, cupro vagy modál
               
               
                  1. és/vagy 4.
               
               
                  8. (dimetil-formamid) és 2. (hipoklorit)
               
            
                  21.
               
               
                  gyapjú, szőr vagy selyem
               
               
                  pamut, viszkóz, modál, cupro
               
               
                  poliészter
               
               
                  4.
               
               
                  2. (hipoklorit) és 7. (kénsav, 75 tömegszázalék, m/m)
               
            
                  22.
               
               
                  viszkóz, cupro vagy meghatározott típusú modál
               
               
                  pamut
               
               
                  poliészter
               
               
                  2. és/vagy 4.
               
               
                  3. (cink-klorid/hangyasav) és 7. (kénsav, 75 tömegszázalék, m/m)
               
            
                  23.
               
               
                  akril
               
               
                  viszkóz, cupro vagy meghatározott típusú modál
               
               
                  pamut
               
               
                  4.
               
               
                  8. (dimetil-formamid) és 3. (cink-klorid/hangyasav)
               
            
                  24.
               
               
                  meghatározott polikloridok
               
               
                  viszkóz, cupro vagy meghatározott típusú modál
               
               
                  pamut
               
               
                  1. és/vagy 4.
               
               
                  9. (széndiszulfid/aceton, 55,5/44,5 térfogat% v/v) és 3. (cink-klorid/hangyasav) és 8. (dimetil-formamid) és 3. (cink-klorid/hangyasav)
               
            
                  25.
               
               
                  acetát
               
               
                  viszkóz, cupro vagy meghatározott típusú modál
               
               
                  pamut
               
               
                  4.
               
               
                  1. (aceton) és 3. (cink-klorid/hangyasav)
               
            
                  26.
               
               
                  triacetát
               
               
                  viszkóz, cupro vagy meghatározott típusú modál
               
               
                  pamut
               
               
                  4.
               
               
                  6. (diklór-metán) és 3. (cink-klorid/hangyasav)
               
            
                  27.
               
               
                  acetát
               
               
                  selyem
               
               
                  gyapjú vagy szőr
               
               
                  4.
               
               
                  1. (aceton) és 11. (kénsav, 75 tömegszázalék, m/m)
               
            
                  28.
               
               
                  triacetát
               
               
                  selyem
               
               
                  gyapjú vagy szőr
               
               
                  4.
               
               
                  6. (diklór-metán) és 11. (kénsav, 75 tömegszázalék, m/m)
               
            
                  29.
               
               
                  acetát
               
               
                  akril
               
               
                  pamut, viszkóz, cupro vagy modál
               
               
                  4.
               
               
                  1. (aceton) és 8. (dimetil-formamid)
               
            
                  30.
               
               
                  triacetát
               
               
                  akril
               
               
                  pamut, viszkóz, cupro vagy modál
               
               
                  4.
               
               
                  6. (diklór-metán) és 8. (dimetil-formamid)
               
            
                  31.
               
               
                  triacetát
               
               
                  poliamid vagy nejlon
               
               
                  pamut, viszkóz, cupro vagy modál
               
               
                  4.
               
               
                  6. (diklór-metán) és 4. (hangyasav, 80 tömegszázalék, m/m)
               
            
                  32.
               
               
                  triacetát
               
               
                  pamut, viszkóz, cupro vagy modál
               
               
                  poliészter
               
               
                  4.
               
               
                  6. (diklór-metán) és 7. (kénsav, 75 tömegszázalék, m/m)
               
            
                  33.
               
               
                  acetát
               
               
                  poliamid vagy nejlon
               
               
                  poliészter vagy akril
               
               
                  4.
               
               
                  1. (aceton) és 4. (hangyasav, 80 tömegszázalék, m/m)
               
            
                  34.
               
               
                  acetát
               
               
                  akril
               
               
                  poliészter
               
               
                  4.
               
               
                  1. (aceton) és 8. (dimetil-formamid)
               
            
                  35.
               
               
                  meghatározott polikloridok
               
               
                  pamut, viszkóz, cupro vagy modál
               
               
                  poliészter
               
               
                  4.
               
               
                  8. (dimetil-formamid) és 7. (kénsav, 75 tömegszázalék, m/m) vagy 9. (széndiszulfid/aceton, 55,5/44,5 térfogat% v/v) és 7. (kénsav, 75 tömegszázalék, m/m)
               
            
                  36.
               
               
                  pamut
               
               
                  poliészter
               
               
                  elasztolefin
               
               
                  2. és/vagy 4.
               
               
                  7. (kénsav 75 tömegszázalék, m/m) és 14. (koncentrált kénsav)
               
            
                  37.
               
               
                  meghatározott modakril
               
               
                  poliészter
               
               
                  melamin
               
               
                  2. és/vagy 4.
               
               
                  8. (dimetil-formamid) és 14. (koncentrált kénsav)]
               
            
         (1)  Bizonyos esetekben szükséges az egyes próbadarabok előkezelése.
      
         (2)  Feldolgozott és késztermékek vonatkozásában lásd a 7. pontot.
      
         (3)  Lásd az 1. pontot.
      
         (4)  A laboratóriumi kártológépet szálkeverővel is lehet helyettesíteni, illetve a szálakat a „pászmák és selejtek” módszerével is lehet keverni.
      
         (5)  Ha a kiszerelési egységek egy arra alkalmas motollára felvethetők, egyszerre több is csévélhető.
      
         (6)  A 12. módszer kivétel. Ez a módszer a két komponens egyikében található egyik anyag meghatározásán alapszik.
      
         (7)  Lásd az 1. fejezet 1. pontját.
      
         (8)  Annak biztosítására, hogy a szálmaradék 10 percre az ammóniaoldatba merüljön, például olyan csappal ellátott szűrőtégelyt lehet használni, amellyel az ammóniaoldat áramlása szabályozható.
      
         (9)  A vizsgálat elvégzése előtt ellenőrizni kell a modakrilok és a polikloridszálak oldhatóságát a reagensben.
      
         (10)  A vizsgálat elvégzése előtt ellenőrizni kell a polivinil-klorid-szálak oldhatóságát a reagensben.
      
         (11)  A vadselyem, például a tussah, a 75 tömegszázalékos kénsavban nem oldódik fel teljes mértékben.
      
         (12)  Ezek a reagensek nem tartalmazhatnak nitrogént.
      
         (13)  Lásd például a Melliand Textilberichte 56 (1975), 643–645. oldalain leírt készüléket.
      
         (14)  Lásd az 1. fejezet 1. pontját.
      
         (15)  A d értékei a kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereiről szóló 2. fejezetben találhatók.
      
         (16)  Lehetőség szerint a d3 értékét kísérleti módszerekkel előre meg kell határozni.
   
   
      IX. MELLÉKLET
      
         A textiltermékekben található szálak tömegének kiszámításához használt egyezményes nedvességtartalom-értékek
      
      (lásd a 19. cikk (3) bekezdését)
      
                  Sorszám
               
               
                  Szál
               
               
                  Százalék
               
            
                  12.
               
               
                  Gyapjú és állati szőrök:
               
               
                   
               
            
                  fésült fonalból származó szálak
               
               
                  18,25
               
            
                  kártolt fonalból származó szálak
               
               
                  17,00 (1)
                  
               
            
                  3.
               
               
                  Szőrök:
               
               
                   
               
            
                  fésült fonalból származó szálak
               
               
                  18,25
               
            
                  kártolt fonalból származó szálak
               
               
                  17,00 (1)
                  
               
            
                  Lószőr:
               
               
                   
               
            
                  fésült fonalból származó szálak
               
               
                  16,00
               
            
                  kártolt fonalból származó szálak
               
               
                  15,00
               
            
                  4.
               
               
                  Selyem
               
               
                  11,00
               
            
                  5.
               
               
                  Pamut:
               
               
                   
               
            
                  szokásos fonalból származó szálak
               
               
                  8,50
               
            
                  mercerezett fonalból származó szálak
               
               
                  10,50
               
            
                  6.
               
               
                  Kapok
               
               
                  10,90
               
            
                  7.
               
               
                  Len
               
               
                  12,00
               
            
                  8.
               
               
                  Kender
               
               
                  12,00
               
            
                  9.
               
               
                  Juta
               
               
                  17,00
               
            
                  10.
               
               
                  Manilakender
               
               
                  14,00
               
            
                  11.
               
               
                  Alfafű
               
               
                  14,00
               
            
                  12.
               
               
                  Kókusz
               
               
                  13,00
               
            
                  13.
               
               
                  Seprűzanót
               
               
                  14,00
               
            
                  14.
               
               
                  Rami (fehérített szálak)
               
               
                  8,50
               
            
                  15.
               
               
                  Szizál
               
               
                  14,00
               
            
                  16.
               
               
                  Indiai kender
               
               
                  12,00
               
            
                  17.
               
               
                  Mexikói szizál
               
               
                  14,00
               
            
                  18.
               
               
                  Agáve
               
               
                  14,00
               
            
                  19.
               
               
                  Acetát
               
               
                  9,00
               
            
                  20.
               
               
                  Alginát
               
               
                  20,00
               
            
                  21.
               
               
                  Cupro
               
               
                  13,00
               
            
                  22.
               
               
                  Modál
               
               
                  13,00
               
            
                  23.
               
               
                  Fehérjeszál
               
               
                  17,00
               
            
                  24.
               
               
                  Triacetát
               
               
                  7,00
               
            
                  25.
               
               
                  Viszkóz
               
               
                  13,00
               
            
                  26.
               
               
                  Akril
               
               
                  2,00
               
            
                  27.
               
               
                  Poliklorid
               
               
                  2,00
               
            
                  28.
               
               
                  Fluorszál
               
               
                  0,00
               
            
                  29.
               
               
                  Modakril
               
               
                  2,00
               
            
                  30.
               
               
                  Poliamid vagy nejlon:
               
               
                   
               
            
                  vágott szál
               
               
                  6,25
               
            
                  végtelen szál
               
               
                  5,75
               
            
                  31.
               
               
                  Aramid
               
               
                  8,00
               
            
                  32.
               
               
                  Poliimid
               
               
                  3,50
               
            
                  33.
               
               
                  Lyocell
               
               
                  13,00
               
            
                  34.
               
               
                  Polilaktid
               
               
                  1,50
               
            
                  35.
               
               
                  Poliészter:
               
               
                  1,50
               
            
                  36.
               
               
                  Polietilén
               
               
                  1,50
               
            
                  37.
               
               
                  Polipropilén
               
               
                  2,00
               
            
                  38.
               
               
                  Polikarbamid
               
               
                  2,00
               
            
                  39.
               
               
                  Poliuretán:
               
               
                   
               
            
                  vágott fonalból származó szál
               
               
                  3,50
               
            
                  végtelen fonalból származó szál
               
               
                  3,00
               
            
                  40.
               
               
                  Vinil
               
               
                  5,00
               
            
                  41.
               
               
                  Trivinil
               
               
                  3,00
               
            
                  42.
               
               
                  Elasztodién
               
               
                  1,00
               
            
                  43.
               
               
                  Elasztán
               
               
                  1,50
               
            
                  44.
               
               
                  Üvegszál:
               
               
                   
               
            
                  átlagos átmérő felett
               
               
                  2,00
               
            
                  legfeljebb 5μm átlagos átmérőig
               
               
                  3,00
               
            
                  45.
               
               
                  Elaszto-multiészter
               
               
                  1,50
               
            
                  46.
               
               
                  Elasztolefin
               
               
                  1,50
               
            
                  47.
               
               
                  Melamin
               
               
                  7,00
               
            
                  48.
               
               
                  Fémszál
               
               
                  2,00
               
            
                  Fémezett szál
               
               
                  2,00
               
            
                  Azbesztszál
               
               
                  2,00
               
            
                  Papírfonal
               
               
                  13,75
               
            
         (1)  A 17,00 %-os egyezményes nedvességtartalom-értéket kell alkalmazni olyankor is, ha nem lehet megállapítani, hogy a gyapjút, illetve állati szőrt tartalmazó textiltermék fésült-e vagy kártolt.
   
   
      X. MELLÉKLET
      
         Megfelelési táblázatok
      
      
                  2008/121/EK irányelv
               
               
                  Ez a rendelet
               
            
                  1. cikk, (1) bekezdés
               
               
                  4. cikk
               
            
                  1. cikk (1) bekezdés a)-c) pont
               
               
                  —
               
            
                  1. cikk (2) bekezdés d) pont
               
               
                  2. cikk, (3) bekezdés
               
            
                  2. cikk, (1) bekezdés
               
               
                  3. cikk, (1) bekezdés
               
            
                  2. cikk, (2) bekezdés, bevezető szöveg
               
               
                  2. cikk, (2) bekezdés, bevezető szöveg
               
            
                  2. cikk, (2) bekezdés, a) pont
               
               
                  2. cikk, (2) bekezdés, a) pont
               
            
                  2. cikk, (2) bekezdés, b) pont
               
               
                  2. cikk, (2) bekezdés, b) és c) pont
               
            
                  2. cikk, (2) bekezdés, c) pont
               
               
                  2. cikk (2) bekezdés d) pont
               
            
                  3. cikk
               
               
                  5. cikk
               
            
                  4. cikk
               
               
                  7. cikk
               
            
                  5. cikk
               
               
                  8. cikk
               
            
                  6. cikk, (1) és (2) bekezdés
               
               
                  —
               
            
                  6. cikk, (3) bekezdés
               
               
                  9. cikk, (3) bekezdés
               
            
                  6. cikk, (4) bekezdés
               
               
                  9. cikk, (4) bekezdés
               
            
                  6. cikk, (5) bekezdés
               
               
                  20. cikk
               
            
                  7. cikk
               
               
                  10. cikk
               
            
                  8. cikk, (1) bekezdés, első mondat
               
               
                  14. cikk, (1) bekezdés
               
            
                  8. cikk, (1) bekezdés, második mondat
               
               
                  14. cikk, (2) bekezdés
               
            
                  8. cikk, (2) bekezdés
               
               
                  14. cikk, (3) bekezdés
               
            
                  8. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés
               
               
                  16. cikk, (1) bekezdés
               
            
                  8. cikk, (3) bekezdés, második és harmadik albekezdés
               
               
                  16. cikk, (2) bekezdés
               
            
                  8. cikk, (4) bekezdés
               
               
                  16. cikk, (3) bekezdés
               
            
                  8. cikk, (5) bekezdés
               
               
                  —
               
            
                  9. cikk, (1) bekezdés
               
               
                  11. cikk, (1) és (2) bekezdés
               
            
                  9. cikk, (2) bekezdés
               
               
                  11. cikk, (3) bekezdés
               
            
                  9. cikk, (3) bekezdés
               
               
                  13. cikk és IV. melléklet
               
            
                  10. cikk, (1) bekezdés, a) pont
               
               
                  17. cikk, (2) bekezdés
               
            
                  10. cikk, (1) bekezdés, b) pont
               
               
                  17. cikk, (3) bekezdés
               
            
                  10. cikk, (1) bekezdés, c) pont
               
               
                  17. cikk, (4) bekezdés
               
            
                  10. cikk, (2) bekezdés
               
               
                  17. cikk, (5) bekezdés
               
            
                  11. cikk
               
               
                  15. cikk, (4) bekezdés
               
            
                  12. cikk
               
               
                  19. cikk (2) bekezdés és VII. melléklet
               
            
                  13. cikk, (1) bekezdés
               
               
                  19. cikk, (1) bekezdés
               
            
                  13. cikk, (2) bekezdés
               
               
                  —
               
            
                  14. cikk, (1) bekezdés
               
               
                  —
               
            
                  14. cikk, (2) bekezdés
               
               
                  —
               
            
                  15. cikk
               
               
                  21. cikk
               
            
                  16. cikk
               
               
                  —
               
            
                  17. cikk
               
               
                  —
               
            
                  18. cikk
               
               
                  —
               
            
                  19. cikk
               
               
                  —
               
            
                  20. cikk
               
               
                  —
               
            
                  I. melléklet
               
               
                  I. melléklet
               
            
                  II. melléklet
               
               
                  III. melléklet
               
            
                  III. melléklet
               
               
                  V. melléklet
               
            
                  III. melléklet, 36. pont
               
               
                  3. cikk (1) bekezdés j) pont
               
            
                  IV. melléklet
               
               
                  VI. melléklet
               
            
                  V. melléklet
               
               
                  IX. melléklet
               
            
                  VI. melléklet
               
               
                  —
               
            
                  VII. melléklet
               
               
                  —
               
            
         
      
                  96/73/EK irányelv
               
               
                  Ez a rendelet
               
            
                  1. cikk
               
               
                  1. cikk
               
            
                  2. cikk
               
               
                  VIII. melléklet, 1. fejezet, I. szakasz, (2) bekezdés
               
            
                  3. cikk
               
               
                  19. cikk, (1) bekezdés
               
            
                  4. cikk
               
               
                  19. cikk, (4) bekezdés
               
            
                  5. cikk
               
               
                  21. cikk
               
            
                  6. cikk
               
               
                  —
               
            
                  7. cikk
               
               
                  —
               
            
                  8. cikk
               
               
                  —
               
            
                  9. cikk
               
               
                  —
               
            
                  I. melléklet
               
               
                  VIII. melléklet, 1. fejezet, I. szakasz
               
            
                  II. melléklet
               
               
                  VIII. melléklet, 1. fejezet, II. szakasz és 2. fejezet
               
            
                  III. melléklet
               
               
                  —
               
            
                  IV. melléklet
               
               
                  —
               
            
         
      
                  73/44/EGK irányelv
               
               
                  Ez a rendelet
               
            
                  1. cikk
               
               
                  1. cikk
               
            
                  2. cikk
               
               
                  VIII. melléklet, 1. fejezet, I. szakasz
               
            
                  3. cikk
               
               
                  19. cikk, (1) bekezdés
               
            
                  4. cikk
               
               
                  19. cikk, (4) bekezdés
               
            
                  5. cikk
               
               
                  21. cikk
               
            
                  6. cikk
               
               
                  —
               
            
                  7. cikk
               
               
                  —
               
            
                  I. melléklet
               
               
                  VIII. melléklet, 3. fejezet, bevezetés és I–III. szakasz
               
            
                  II. melléklet
               
               
                  VIII. melléklet, 3. fejezet, IV. szakasz
               
            
                  III. melléklet
               
               
                  VIII. melléklet, 3. fejezet, V. szakasz